Source: http://docplayer.fi/121402-Kasikirja-ruostumattomien-terasten-kaytto-kantavissa-rakenteissa.html
Timestamp: 2016-10-24 03:54:42+00:00
Document Index: 26447763

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa
Download "Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa"
1 Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel)2 Lisätietoja: VTT PL VTT Puh: Fax: Kotisivu: 006 Euro Inox ja The Steel Construction Institute ISBN (Toinen painos 00: ISBN ) Euro Inox ja The Steel Construction Institute (SCI) ovat tehneet kaiken mahdollisen, jotta tässä esitetyt tiedot ovat teknisesti oikeita. Lukijalle todetaan kuitenkin, että tässä esitetty aineisto on tarkoitettu vain yleiseksi informaatioksi. Euro Inox, The Steel Construction Institute ja muut mukana olleet sanoutuvat erityisesti irti kaikista tuottamusvastuista tai menetyksistä, vaurioista ja vammoista, jotka aiheutuvat tässä julkaisussa esitettyjen tietojen käytöstä. CD-ROM, 7 kielellä ISBN X Yhdistynyt kuningaskunta ISBN Ranska ISBN Saksa ISBN Italia ISBN X Espanja ISBN Ruotsi ISBN ii3 JOHDANTO Kolmas painos Tämän käsikirjan kolmas painos on syntynyt RFCS-projektin Valorisation Project - Structural design of cold worked austenitic stainless steel (sopimus RFS-CT ) tuloksena. Projektin koordinaattorina on toiminut Steel Construction Institute (SCI). Tässä kolmannessa painoksessa päivitetään toinen painos kokonaan ja soveltamisalaa laajennetaan kylmämuokattuihin ruostumattomiin teräksiin sekä päivitetään viittaukset Eurocodeihin. Tässä kolmannessa painoksessa viitataan standardien EN 1990, EN 1991 ja EN 1993 kyseeseen tuleviin osiin. Luvun 7 rakenteellista palomitoitusta koskeva osa on päivitetty ja ruostumattomien terästen säilyvyyttä erilaisissa maaperissä ja elinkaarikustannuksia koskevat kohdat on lisätty. Kolme uutta esimerkkiä on lisätty ja ne koskevat kylmämuokattujen ruostumattomien terästen käyttöä. Seuraavat tahot ovat laatineet ko. uudet esimerkit: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) The Swedish Institute of Steel Construction (SBI) Technical Research Centre of Finland (VTT). Tämän käsikirja-projektin johtoryhmä on koostunut projektin sopijaosapuolista ja rahoittajista ja johtoryhmä on valvonut työtä ja vaikuttanut käsikirjan sisältöön. Seuraavat organisaatiot ovat osallistuneet tämän kolmannen painoksen kirjoittamiseen: The Steel Construction Institute (SCI) (Projektin koordinaattori) Centro Sviluppo Materiali (CSM) CUST, Blaise Pascal University Euro Inox RWTH Aachen Institute of Steel Construction VTT Technical Research Centre of Finland The Swedish Institute of Steel Construction (SBI) Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Toisen painoksen esipuhe Tämä käsikirja on syntynyt ECSC:n rahoittaman projektin Valorisation Project - Development of the use of stainless steel in construction (sopimus 715-PP-056) tuloksena. Projektin koordinaattorina on toiminut Steel Construction Institute (SCI). Tässä käsikirjassa päivitetään Euro Inox:n v julkaisema ja SCI:n vuosina laatima käsikirja Design manual for structural stainless steel. Tässä uudessa käsikirjassa on otettu huomioon noin kymmenen viime vuoden aikana tuotettu uusi tieto koskien ruostumattomasta teräksestä tehtyjen rakenteiden käyttäytymistä. Erityisesti on otettu huomioon ECSC:n rahoittamassa projektissa, Development of the use of stainless steel in construction (sopimus 710-SA/84) laaditut uudet suositukset, joiden perusteella käsikirjan soveltamisalaa on myös laajennettu koskemaan pyöreitä rakenneputkia ja paloteknistä mitoitusta. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on laadittu lukuisia euroop- iii4 palaisia standardeja, jotka koskevat mm. materiaaleja, kiinnittimiä, valmistusta, asennusta, hitsausta, jne. Tämä käsikirja on päivitetty myös standardien ja niihin viittaamisen osalta. Tämän käsikirja projektin johtoryhmä on koostunut seuraavista tahoista: projektin sopijaosapuolet, alihankkijat ja rahoittajat. Projektin johtoryhmä on kommentoinut käsikirjan sisältöä valmisteluvaiheessa. Seuraavat tahot ovat laatineet mitoitusesimerkit: Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM) Luleå Institute of Technology VTT Technical Research Centre of Finland RWTH Aachen The Steel Construction Institute (SCI). Seuraavat henkilöt ovat muodostaneet projektin johtoryhmän ja/tai osallistuneet esimerkkien laatimiseen: Nancy Baddoo Massimo Barteri Bassam Burgan Helena Burstrand Knutsson Lars Hamrebjörk Jouko Kouhi Roland Martland Enrique Mirambell Anders Olsson Thomas Pauly Esther Real Ivor Ryan Heiko Stangenberg Asko Talja The Steel Construction Institute Centro Sviluppo Materiali (CSM) The Steel Construction Institute Swedish Institute of Steel Construction (SBI) Swedish Institute of Steel Construction (SBI) VTT Technical Research Centre of Finland Health and Safety Executive (UK) Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) AvestaPolarit AB (formerly, Luleå Inst. of Technology) Euro Inox Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Centre Technique Industriel de la Construction Métallique RWTH Aachen Institute of Steel Construction VTT Technical Research Centre of Finland iv5 RAHOITTAJAT Seuraavat tahot ovat rahoittaneet tämän käsikirjan laatimisen: Research Fund for Coal and Steel (RFCS) (aikaisemmin European Coal and Steel Community (ECSC)) Euro Inox. Eurooppalaiset ruostumattomien terästen valmistajat ja muutamat muut organisaatiot ovat osallistuneet sekä uuden että kahden edellisen painoksen laatimiseen. Käsikirjan tekijät kiittävät rahoittajia. v6 ESIPUHE Käsikirja on laadittu ohjeeksi kokeneille teräsrakennesuunnittelijoille, joilla ei välttämättä ole kokemusta ruostumattomien terästen käytöstä. Käsikirjalla ei ole erityistä laillista statusta eikä se vapauta suunnittelijaa vastuusta. Käsikirja jakaantuu kahteen osaan: Osa I - Suositukset Osa II - Mitoitusesimerkit. Osan I suositukset on kirjoitettu rajatilamuotoon ja mahdollisuuksien mukaan suositukset ovat yhteneväiset seuraavien Eurocode 3 Design of steel structures (Teräsrakenteiden suunnittelu) osien kanssa: EN EN EN EN Design of steel structures: General rules and rules for buildings (SFS-EN : Teräsrakenteiden suunnittelu. Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt) Design of steel structures: Structural fire design (SFS-EN : Teräsrakenteiden suunnittelu. Palonkestävyys) Design of steel structures: General rules: Supplementary rules for coldformed members and sheeting (SFS-EN : Teräsrakenteiden suunnittelu. Yleiset säännöt. Lisäsääntöjä kylmämuovaamalla valmistetuille sauvoille ja levyille) Design of steel structures: General rules: Supplementary rules for stainless steels (SFS-EN : Teräsrakenteiden suunnittelu. Yleiset säännöt. Ruostumattomia teräksiä koskevat lisäsäännöt) EN Design of steel structures: Plated structural elements (SFS-EN : Teräsrakenteiden suunnittelu. Levyrakenteet) EN EN Design of steel structures: Design of joints (SFS-EN Teräsrakenteiden suunnittelu. Liitosten suunnittelu) Design of steel structures: Fatigue (SFS-EN Teräsrakenteiden suunnittelu. Väsyminen) EN Design of steel structures: Material toughness and through-thickness properties (SFS-EN Teräsrakenteiden suunnittelu. Materiaalin sitkeys ja paksuussuuntaiset ominaisuudet) Tässä käsikirjassa esitetään suosituksia tietyille kertoimille. Näitä arvoja voidaan muuttaa kansallisissa liitteissä (NA, National Annex). Osan II mitoitusesimerkeissä havainnollistetaan ohjeiden käyttöä. Mitoitusesimerkkien yhteydessä viitataan tämän käsikirjan eri kohtiin ellei toisin mainita. Suositukset ja mitoitusesimerkit ovat ladattavissa sähköisessä muodossa SCI:n teknisestä informaatiojärjestelmästä (www.steelbiz.org) ja Euro Inox:n kotisivulta (http://www.euroinox.org). Käsikirjan kommenttiosa, joka sisältää myös kirjallisuusviitteitä, on myös ladatta- vi7 vissa em. kotisivuilta. Kommenttiosan tarkoitus on, että suunnittelija voi arvioida suositusten perusteet ja että helpotetaan käsikirjan uudistamista, kun uutta tietoa tuotetaan. Kommenttiosassa esitetään erilaisten kokeiden tuloksia, jotka muodostavat tämän käsikirjan taustaaineiston. Suositukset, mitoitusesimerkit ja kommenttiosa ovat saatavissa myös CD:nä Euro Inox:lta. Euro Inox:n kotisivuilla on mitoitusohjelma (www.steel-stainless.org/software), joka soveltuu kylmämuovattujen ruostumattomasta teräksestä tehtyjen vedettyjen, taivutettujen ja aksiaalisesti puristettujen sauvojen mitoittamiseen. Ohjelma laskee sauvojen poikkileikkaussuureet ja kestävyydet tämän käsikirjan ohjeiden mukaan. Tässä käsikirjassa esitetyt ohjeet perustuvat kirjoittamishetkellä parhaaseen olemassa olevaan tietoon. Käsikirjan tekijät tai muut projektin osapuolet eivät ota mitään vastuuta ohjeiden käytöstä aiheutuvista mahdollisista henkilövahingoista, kuolemista, muista menetyksistä, vaurioista tai aikatauluviiveistä. vii8 Sisältö Sivu No. JOHDANTO RAHOITTAJAT ESIPUHE iv vi vii OSA I - SUOSITUKSET 1 JOHDANTO Soveltamisala 1 1. Merkinnät Sauvojen akselit Yksiköt 3 SUUNNITTELUPERUSTEET 5.1 Yleiset vaatimukset 5. Rajatilamitoitus 5.3 Kuormitukset 7 3 MATERIAALIT: OMINAISUUDET, VALINTA JA SÄILYVYYS Teräslajit Mekaaninen käyttäytyminen ja ominaisuuksien mitoitusarvot Fysikaaliset ominaisuudet 3.4 Lämpötilan vaikutukset 3.5 Elinkaarikustannukset Materiaalin valinta Säilyvyys 6 4 POIKKILEIKKAUSTEN OMINAISUUDET Yleistä Suurimmat sallitut leveys-paksuussuhteet Poikkileikkausluokitus Teholliset leveydet Jäykistetyt taso-osat Poikkileikkausominaisuuksien laskenta Poikkileikkauskestävyydet 50 5 SAUVOJEN MITOITUS Johdanto Vedetyt sauvat Puristetut sauvat Taivutetut sauvat Sauvat, joihin kohdistuu samanaikaisia aksiaalisia kuormia ja taivutusmomentteja 67 6 KIINNITYSTEN JA LIITOSTEN SUUNNITTELU Yleiset ohjeet Ruuvikiinnitykset Ohutlevyjen mekaaniset kiinnittimet Hitsauskiinnitykset 77 7 PALOMITOITUS 81 viii9 7.1 Yleistä Mekaaniset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa Termiset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa Rakenteellisen palonkestävyyden määrittäminen 85 8 VÄSYMINEN 9 9 Kokeellinen mitoitus Yleistä Jännitys-venymäkäyrän määrittäminen Rakenneosien koestus VALMISTUS Johdanto Varastointi ja käsittely Muotoilu Hitsaus Kitkasyöpyminen ja kiinnileikkautuminen Pinnan viimeistely 103 LIITE A RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN MERKINTÖJEN VASTAAVUUS 105 LIITE B KIEPAHDUS 107 LIITE C MATERIAALITIETOJA TAIPUMALASKELMIA VARTEN 110 OSA II - MITOITUSESIMERKIT Mitoitusesimerkki Mitoitusesimerkki 117 Mitoitusesimerkki 3 11 Mitoitusesimerkki 4 19 Mitoitusesimerkki Mitoitusesimerkki Mitoitusesimerkki Mitoitusesimerkki Mitoitusesimerkki Mitoitusesimerkki Mitoitusesimerkki Mitoitusesimerkki Mitoitusesimerkki ix10 11 1 JOHDANTO 1.1 Soveltamisala Käsikirjan tässä osassa esitetyt suositukset soveltuvat rakentamisessa yleisesti käytetyille ruostumattomille teräslajeille. Suositukset on tarkoitettu pääasiassa rakennusten, off-shore rakenteiden ja vastaavien rakenteiden rakenneosien suunnitteluun. Näitä suosituksia ei tule soveltaa erikoisrakenteisiin kuten ydinvoimaloiden rakenteet tai paineastiat, joille on olemassa erityisstandardeja ruostumattoman teräksen käytöstä. Nämä ohjeet koskevat materiaalin käyttäytymistä, kylmämuovattujen ja hitsattujen rakenneosien ja niiden liitosten suunnittelua. Nämä ohjeet koskevat austeniittisia ruostumattomia tai dulpex-teräksiä, joita tyypillisesti käytetään rakenteissa tai arkkitehtonisissa sovellutuksissa. Ohjeet esitetään rajatilamitoituksen muodossa. 1. Merkinnät Tässä käsikirjassa käytetyt merkinnät ovat standardissa EN (Eurocode 3, Design of steel structures, Part 1.1 General rules and rules for buildings) (SFS-EN : Teräsrakenteiden suunnittelu. Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt.) mukaiset. Alaindeksejä käytetään runsaasti, esim. N b.z.rd on aksiaalisesti puristetun pilarin (N) nurjahduskestävyyden (alaindeksi b) mitoitusarvo (alaindeksi Rd) heikomman akselin suhteen (alaindeksi z). Poikkileikkausten merkinnät ja akselit esitetään kuvassa 1.1. Monissa maissa vielä vallitsevasta käytännöstä poiketen poikkileikkauksen vahvempi pääjäyhyysakseli on y-y-akseli ja heikompi pääjäyhyysakseli on z-z, ks. kohta 1.3. Latinalaiset isot kirjaimet A Onnettomuuskuormitus; pinta-ala C Kiinteä arvo; tekijä E Kimmokerroin; kuormien vaikutus F Vaikutus; voima G Pysyvä vaikutus; liukukerroin I Hitausmomentti L Pituus; jänneväli, systeemipituus M Taivutusmomentti N Aksiaalinen voima Q Muuttuva kuorma R Kestävyys V Leikkausvoima W Taivutusvastus. Kreikkalaiset isot kirjaimet Ero... (päämerkinnän edessä). Latinalaiset pienet kirjaimet a Jäykisteiden välinen etäisyys; hitsin a-mitta b Leveys c Etäisyys; ulokkeen leveys d Halkaisija; syvyys e Epäkeskisyys; neutraaliakselin siirtymä; päätyetäisyys; reunaetäisyys 112 f Lujuus (aineen lujuus) g Rako h Korkeus i Hitaussäde; kokonaisluku k Kerroin; tekijä l Nurjahduspituus m Vakio n Jonkin numero p Etäisyys, keskiöetäisyys q Jakaantunut voima r Säde; juuren säde s Limitetty etäisyys t Paksuus uu Vahvempi pääjäyhyysakseli vv Heikompi pääjäyhyysakseli w Poikkipinnan painumisesta aiheutuva muodonmuutos xx, yy, zz Kohtisuorassa toisiaan vastaan olevat akselit. Kreikkalaiset pienet kirjaimet α (alpha) Suhde; tekijä β (beta) Suhde; tekijä γ (gamma) Osavarmuusluku ε (epsilon) 35 Venymä; tekijä E = f y λ (lambda) Hoikkuusluku (hoikkuusluvun päällä oleva viiva tarkoittaa muunnettua hoikkuutta) ρ (rho) Pienennystekijä σ (sigma) Normaalijännitys τ (tau) Leikkausjännitys ϕ (phi) Suhde χ (chi) Pienennystekijä (nurjahduksessa) ψ (psi) Jännityssuhde; pienennystekijä. Alaindeksit a b c cr d E eff e el f g i,j,k k LT M N net o pl R Keskiarvo Reunapuristus, nurjahdus, ruuvi Bruttopoikkileikkaus Kriittinen Suunnittelu Euler, sisäinen voima, sisäinen momentti Tehollinen Tehollinen (yhdessä muiden alaindeksien kanssa) Kimmoteorian mukainen Laippa Bruttopoikkileikkaus Indeksejä Ominaisarvo Kiepahdus Taivutusmomentti huomioon ottaen Aksiaalinen voima huomioon ottaen Nettopinta-ala Alku- Plastisuusteorian mukainen Kestävyys 0.513 r S s t u V v w x y z σ τ Pienennetty arvo Sekantti Vetojännitys (jännityspoikkipinta-ala); jäykiste Veto; vääntö Poikkileikkauksen vahvempi pääjäyhyysakseli; ääriraja Leikkausvoima huomioon ottaen Leikkaus; poikkileikkauksen heikompi pääjäyhyysakseli Uuma; hitsi; käyristyminen Sauvan pituusakseli Myötö (taattu arvo); poikkileikkauksen akseli (vahvempi pääjäyhyysakseli epäsymmetrisiä profiileja lukuun ottamatta) Poikkileikkauksen akseli; (heikompi pääjäyhyysakseli epäsymmetrisiä profiileja lukuun ottamatta) Normaalijännitys Leikkausjännitys. 1.3 Sauvojen akselit Akselit ovat yleensä: xx - Sauvan pituussuuntainen akseli. yy - Uumaa tai kulmateräksen leveämpää laippaa vastaan kohtisuora poikkileikkauksen akseli. zz - Uuman tai kulmateräksen leveämmän laipan suuntainen poikkileikkauksen akseli. Yleensä yy-akseli on poikkileikkauksen vahvempi pääjäyhyysakseli ja zz-akseli on poikkileikkauksen heikompi pääjäyhyysakseli. Kulmateräksillä, pääjäyhyysakselit (uu ja vv) ovat tietyssä kulmassa yy- ja zz-akseleiden suhteen, ks. kuva 1.1. Momenttiakseleihin viittaavien alaindeksien osalta sopimus on: Käytetään akselia, jonka suhteen momentti vaikuttaa. Esimerkiksi I-poikkileikkauksen uuman tasossa vaikuttavaa momenttia merkitään M y :llä, koska se vaikuttaa poikkileikkauksessa sen akselin suhteen, joka on yhdensuuntainen laippojen kanssa. 1.4 Yksiköt Laskelmissa suositellaan käytettäväksi seuraavia yksiköitä: voimat ja kuormat kn, kn/m, kn/m tiheys kg/m 3 tilavuuspaino kn/m 3 jännitykset ja lujuudet N/mm (= MN/m tai MPa) taivutusmomentit knm Eurooppalainen käytäntö on käyttää pilkkua, luvun kokonaisosan ja desimaaliosan erottamiseksi toisistaan. 314 z b z b t w h w d y y h y d y z t f z t t v h y r y h y u u y t b z z b v Kuva 1.1 Poikkileikkausten merkinnät ja akselit 415 SUUNNITTELUPERUSTEET.1 Yleiset vaatimukset Rakenne suunnitellaan ja valmistetaan ottaen huomioon seuraavat asiat: rakenne soveltuu käyttöön sen tarkoitettuna elinaikana; rakenne kestää kuormitukset, jotka voivat esiintyä rakentamisen, asennuksen ja käytön aikana; onnettomuudesta aiheutuvien ylikuormitusten aiheuttamat vauriot jäävät paikallisiksi; rakenteella on riittävä säilyvyys suhteessa huoltokustannuksiin. Edellä olevat vaatimukset voidaan täyttää sopivalla materiaalien valinnalla, tarkoituksenmukaisella suunnittelulla ja yksityiskohdilla sekä määrittämällä rakentamiselle laadunvalvontamenetelmät ja huolto-ohjelma. Rakenteet suunnitellaan ottamalla huomioon kaikki kyseeseen tulevat rajatilat.. Rajatilamitoitus Rajatiloilla tarkoitetaan tilanteita, joiden ylittyessä rakenne ei enää täytä asetettuja toimivuusvaatimuksia. Käytetään kolmea rajatilaa: murtorajatila, käyttörajatila ja säilyvyys. Murtorajatiloilla tarkoitetaan tilanteita, joiden ylittyminen voi aiheuttaa rakenteen tai sen osan murtumiseen vaarantaen ihmisten turvallisuuden. Käyttörajatiloilla tarkoitetaan tilanteita, joiden ylittymisen jälkeen rakenteen käytölle asetettuja vaatimuksia ei enää täytetä. Säilyvyyttä koskeva rajatila voidaan käsittää murto- ja käyttörajatilojen osajoukoksi riippuen siitä vaikuttaako esim. korroosio rakenteen lujuuteen vai esteettiseen ilmeeseen. Alla esitetään esimerkkejä rajatiloista: Murtorajatila: Lujuus (mukaan lukien yleinen myötääminen, murtuminen, nurjahdus ja mekanismin syntyminen); Rakenteen kaatuminen tai sivusuuntainen siirtyminen; Väsymisestä aiheutuva murtuminen. Käyttörajatila: Taipuma; Värähtely (esim. tuulesta aiheutuva); Korjattavissa oleva väsymisvaurio; Viruminen. Säilyvyysrajatila: Korroosio; Metallurginen stabiilius. 516 Murtorajatilat Murtorajatiloissa seuraavan ehdon tulee olla voimassa: E d R d (.1) E d on tarkasteltavaan rakenneosaan vaikuttavan rasituksen mitoitusarvo, kuten esim. voiman tai momentin mitoitusarvo, joka aiheutuu kuorman osavarmuusluvuilla kerrotuista kuormista (F d, ks. kohta.3) ja R d on kestävyyden mitoitusarvo, jonka laskemiseksi tässä käsikirjassa esitetään suosituksia. Kestävyyden mitoitusarvo R d esitetään yleensä muodossa R k /γ M, missä R k on kestävyyden ominaisarvo ja γ M on osavarmuusluku. Osavarmuusluku γ M saa erilaisia arvoja. Taulukossa.1 esitetään tässä käsikirjassa käytetyt osavarmuuslukujen γ M arvot. Nämä arvot on otettu standardeista EN ja EN Lisäksi viitataan standardin EN sen maan kansalliseen liitteeseen (NA) sekä muihin kyseeseen tulevien standardin EN 1993 osien kansallisiin liitteisiin, johon maahan rakenne suunnitellaan. Kyseessä olevan maan kansallisessa liitteessä voidaan esittää muita kuin taulukossa.1 esitettyjä arvoja osavarmuusluvuille γ M. (Jos kansallista liitettä ei ole, osavarmuusluvuista γ M tulee sopia kyseeseen tulevan maan kansallisen viranomaisen kanssa). Vaihtoehtona laskelmille kestävyys voidaan arvioida myös materiaalien, rakenneosien tai rakenteiden testauksen perusteella (ohjeet kokeellisesta mitoituksesta, ks. luku 9). Taulukko.1 Osavarmuusluvun γ M suositeltavat arvot Kestävyys: Poikkileikkauksen kestävyys myötäämisen ja paikallisen lommahduksen suhteen Sauvojen kestävyys stabiiliuden suhteen, kun laskelmat tehdään sauvan tarkastuksena Poikkileikkausten kestävyys vetomurtumisen suhteen Ruuvit, hitsit, niveltapit ja levyjen reunapuristuskestävyys Kestävyys: Rakenneputkista tehtyjen ristikoiden liitokset Merkintä γ M0 1,10 γ M1 1,10 γ M 1,5 γ M 1,5 Merkintä γ M5 1,00 Niveltappiliitokset käyttörajatilassa γ M6,ser 1,00 Standardin EN mukainen arvo Standardin EN mukainen arvo Käyttörajatilat Käyttörajatiloissa mitoitusehto on: E d C d (.) 617 E d C d on vaikutuksen mitoitusarvo, joka määräytyy käyttörajatilan ehdon mukaan, esim. sauvan taipuma ominaiskuormien vaikutuksesta (ts. ilman kuorman osavarmuuslukuja), (F k ks. kohta.3.4) ja on vastaava vaikutuksen sallittu arvo, joka määräytyy tarkasteltavasta käyttörajatilan ehdosta. Säilyvyysrajatilat Korroosiotarkastelut kuuluvat tähän rajatilaan, ks. kohta Kuormitukset.3.1 Yleistä Eurocodeissa kuormituksista käytetään myös termiä vaikutus. Vaikutus määritellään seuraavasti: Joukko rakenteeseen vaikuttavia voimasuureita (kuormia) (suora vaikutus), Pakkomuodonmuutokset tai kiihtyvyysrasitukset, jotka aiheutuvat esim. lämpötilamuutoksista, kosteusvaihteluista, epätasaisesta painumisesta tai maanjäristyksistä (epäsuora vaikutus). Yksittäisten kuormien ominaisarvot (F k ) määritetään seuraavasti: Standardin EN 1991 Action on structures (SFS-EN 1991 Rakenteiden kuormitukset) (ottaen huomioon ko. kansallisen liitteen mahdolliset lisäykset ja/tai muutokset) mukaan tai muun kyseeseen tulevan kuormitusstandardin mukaan tai Asiakas, tai suunnittelija yhteistyössä asiakkaan kanssa määrittelee kuormitukset edellyttäen, että otetaan huomioon kyseeseen tulevassa kuormitusstandardissa esitetyt tai toimivaltaisen viranomaisen antamat kuormien vähimmäisarvot. Yksittäisten kuormien mitoitusarvot (F d ) saadaan kertomalla kuormien ominaisarvot kuormien osavarmuusluvuilla (γ F ). Mitoittava kuormitustapaus saadaan käsittelemällä kaikki realistiset kuormitusyhdistelmät ja määrittämällä kriittisin tapaus..3. Murtorajatila - maalla olevien rakenteiden mitoituskuormat Erotellaan seuraavat kuormatyypit: Pysyvät kuormat (G) - esim. rakenteiden oma paino, varusteet, liittyvät rakenteet ja kiinteät laitteet Muuttuvat kuormat (Q) - esim. hyötykuormat, tuuli- ja lumikuormat ja lämpökuormat Onnettomuuskuormat (A) - esim. räjähdykset, tulipalo ja ajoneuvojen törmäykset. Standardissa EN 1990 Basis of Structural Design (SFS-EN 1990 Suunnitteluperusteet) esitetään rakennusten suunnittelussa käytettävät kuormitusyhdistelmät ja suositeltavat kuormien osavarmuusluvut (γ F ). Lisäksi tulee ottaa huomioon sen maan standardin EN 1990 kansallinen liite (NA, National Annex), johon maahan rakenne 718 suunnitellaan, koska ko. kansallisessa liitteessä voidaan esittää erilaisia osavarmuuslukujen γ F arvoja. Kansallisessa liitteessä esitetään myös yhdistelykertoimien (ψ kertoimet) ja epäedullisia pysyviä kuormia koskevat kertoimet (ξ kertoimet). (Jos kansallista liitettä ei ole, tekijöiden γ F, ψ ja ξ arvoista tulee sopia kyseeseen tulevan maan kansallisen viranomaisen kanssa). Kuormien numeroarvojen osalta viitataan standardin EN 1991 kansallisiin liitteisiin. Tavanomaisissa tilanteissa, joihin ei liity onnettomuuskuormia, kuormitusyhdistelmät voidaan standardin EN 1990 mukaan esittää seuraavasti: γ G, jgk, j + Q,1 Q k,1 j 1 γ + γ Q,i ψ 0, i Q k,i (.3) i>1 tai vaihtoehtoisesti käytetään määräävintä lausekkeiden (.4a) ja (.4b) antamista arvoista: j 1 j 1 γ G, jgk, j + γ Q,1ψ 0,iQk,1 + γ Q,iψ 0,iQk,i (.4a) i>1 ξ jγ G, jgk, j + γ Q,1 Q k,1 + γ Q,iψ 0,iQk,i (.4b) i>1 G k,j on pysyvän kuorman ominaisarvo; Q k,1 on määräävimmän muuttuvan kuorman 1 ominaisarvo (ts. epäedullisin muuttuva kuorma); Q k,i j i γ G,j γ Q,1 γ Q,i ξ j ψ 0,i ovat samanaikaisesti vaikuttavien muuttuvien kuormien i ominaisarvoja; pysyvän kuorman indeksi; muuttuvan kuorman indeksi; on pysyvän kuorman G k,j osavarmuusluku; on määräävimmän muuttuvan kuorman 1 osavarmuusluku; on samanaikaisesti vaikuttavien muuttuvien kuormien osavarmuusluku; on epäedullisen pysyvän kuorman G pienennyskerroin; on muuttuvan kuorman Q yhdistelykerroin. Tulee kuitenkin ottaa huomioon sen maan kansallinen liite (NA), johon maahan rakenne suunnitellaan. Standardissa EN 1990 suositellaan seuraavia arvoja: γ G,j = 1,35 (epäedullisille vaikutuksille) γ Q,1 = 1,5 γ Q,i = 1,5 ξ = 0,85 ψ 0 :n arvo riippuu kuormituksen tyypistä (ks. standardi EN 1990 ja sen kansallinen liite). Lausekkeet (.4a) ja (.4b) on otettu käyttöön, koska lauseke (.3) on kohtuuttomasti varmalla puolella raskaille rakenteille. Lausekkeet (.4a) ja (.4b) johtavat yleensä teräsrakenteilla pienempiin kuormiin kuin lauseke (.3). 819 .3.3 Murtorajatila - Offshore rakenteiden mitoituskuormat Tässä viitataan lähteeseen API RPA - LRFD Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms - Load and Resistance Factor Design, Ensimmäinen painos, Tässä käsikirjassa suositellaan seuraavia API RPA:n mukaisia kuormitusyhdistelmiä ja kuormia ruostumattomasta teräksestä tehtyjen rakenteiden mitoittamiseksi. Merkinnät tässä ovat API RPA:n mukaisia. Toimintaolosuhteet: 1,3D 1 + 1,3D + 1,5L 1 + 1,5L + 1, (W o + 1,5D n ) (.5) Poikkeukselliset myrskyolosuhteet: 1,1D 1 + 1,1D + 1,1L 1 + 1,35 (W e + 1,5D n ) (.6) Kun alaspäin vaikuttavista kuormista aiheutuvat sisäiset voimat vastustavat tuulesta, aalloista ja virtauksista aiheutuvia sisäisiä voimia, alaspäin vaikuttavia kuormia pienennetään seuraavasti: 0,9D 1 + 0,9D + 0,8L 1 + 1,35 (W e + 1,5D n ) (.7) D 1 D L 1 L W o W e D n on pysyvä kuorma mukaan lukien rakenteiden omapaino, varusteet, liittyvät rakenteet ja kiinteät laitteet; on pysyvä kuorma mukaan lukien varusteiden painot ja laitteet, joiden käyttötapa voi muuttua; on hyötykuorma 1 (mukaan lukien putkien ja säiliöiden käyttövarusteet) on hyötykuorma (lyhytaikaisia kuormia, jotka aiheutuvat mm. seuraavista toimenpiteistä: porausputken nosto, nosturilla nostaminen, laivan kiinnittyminen ja helikopterikuormat); on operaattorin määrittämä käyttötuuli, aalto- ja virtauskuorma tai niiden vaikutukset; poikkeuksellisista myrskyolosuhteista aiheutuvat tuuli-, aalto- ja virtauskuormat tai niiden vaikutus (100 vuoden toistumisaika); ovat sisäisiä voimia..3.4 Käyttörajatilan kuormat Käyttörajatiloissa tarkistetaan seuraavat kuormitusyhdistelmät: ominaisyhdistelmä (characteristic); tavallinen yhdistelmä (frequent); pitkäaikaisyhdistelmä (quasi-permanent). Standardissa EN 1990 esitetään rakennuksia koskevat kuormitusyhdistelmät. Lisäksi tulee ottaa huomioon sen maan kansallinen liite, johon maahan rakenne suunnitellaan. Standardi EN 1990 edellyttää myös, että taipumarajoista sovitaan asiakkaan kanssa. Huomautus suomenkielisessä käännöksessä: Joissakin maissa taipumarajoja esitetään kansallisissa liitteissä. Ominaisyhdistelmille, joita yleensä käytetään palautumattomille rajatiloille, käytetään seuraavaa kuormitusyhdistelmää: 920 j 1 G + Q + ψ Q (.8) k, j k,1 i> 1 0,i k,i missä kaikki merkinnät ovat kohdan.3. mukaisia. Standardissa EN 1990 esitetään tarkoituksenmukaiset kuormitusyhdistelmät seuraaville tapauksille: taipumien laskeminen tavanomaisissa tapauksissa (kohta A.1.4.3(1)), kutistumisesta, relaksaatiosta tai hiipumisesta aiheutuvien pitkäaikaismuodonmuutosten huomioon ottaminen (kohta A.1.4.3(6)), ohjeet, milloin rakenteen ulkonäkö tai käyttömukavuus tai koneiden toimintavarmuus otetaan huomioon (kohdat A.1.4.3(4) and (5)). 1021 3 MATERIAALIT: OMINAISUUDET, VALINTA JA SÄILYVYYS 3.1 Teräslajit Johdanto On olemassa lukuisia erityyppisiä ruostumattomia teräksiä. Kaikki ruostumattomat teräkset eivät ole hitsattavia. Viisi ruostumattomien terästen perusryhmää niiden metallurgisen rakenteen mukaan luokiteltuina ovat: austeniittiset, ferriittiset, martensiittiset, austeniittis-ferriittiset (duplex-teräkset) ja erkautuskarkenevat ruostumattomat teräkset. Austeniittiset ruostumattomat teräkset ja duplex-teräkset ovat yleisimmin käytetyt rakenteellisissa sovellutuksissa. Austeniittisissa teräksissä yhdistyy hyvä korroosionkestävyys, muovattavuus ja valmistusominaisuudet. Ruostumattomilla duplex-teräksillä on korkea lujuus ja hyvä kulutuskestävyys sekä hyvä jännityskorroosionkestävyys. Yleisimmin käytetyt austeniittiset ruostumattomat teräkset ovat (ASTM:n mukainen merkintä 304) ja (ASTM:n mukainen merkintä 316). Ne sisältävät noin % kromia ja 8-11 % nikkeliä. Teräslaji soveltuu maaseutuympäristöön, kaupunkiympäristöön ja vähän rasitettuihin teollisuusympäristöihin, kun taas teräslaji on enemmän seostettu ja käyttäytyy hyvin meri- ja teollisuusympäristöissä. Näiden terästyyppien vähän hiiltä sisältävät teräslajit ovat (304L) ja (316L). Aikaisemmin teräslajeja ja valmistettiin huomattavasti korkeammalla hiilipitoisuudella, joka vaikuttaa korroosiokäyttäytymiseen 1. Lajeja "L" (ASTM:n mukainen merkintä L) tai stabiloituja teräslajeja kuten ja on käytetty, kun on ollut kyse korroosionkestävyydestä hitsatuissa rakenteissa. Teräslaji on matalahiilinen korkeasti typpipitoinen ruostumaton teräs, joka kylmämuokattaessa muokkauslujittuu hyvin nopeasti. Sitä on käytetty pitkään hyvällä menestyksellä junavaunujen rakenteissa ja se soveltuu myös auto- ja ilmailuteollisuuden tuotteisiin sekä arkkitehtonisiin sovellutuksiin. Teräslajin korroosionkestävyys vastaa terälajin korroosiokestävyyttä ja se soveltuu parhaiten sovellutuksiin, joissa vaaditaan suurempaa lujuutta kuin teräslajilla ja kun kyseessä on suuret määrät. Teräslaji on saatavissa yleensä vain suoraan valmistajilta ja silloin käyttäjien on syytä tarkistaa teräslajin saatavuus suoraan valmistajalta. Sen hinta on todennäköisesti jonkin verran korkeampi kuin teräslajilla riippuen valmistusmäärästä. Ruostumattomien terästen kasvava käyttö kantavissa rakenteissa on aikaansaanut kysynnän uusille duplex-teräksille ( lean duplex), joissa duplex-terästen mekaaniset ja korroosio-ominaisuudet on saavutettu niukemmalla seostuksella. Standardin EN tulevat osat 4 ja 5 (ks. kohta 3.1.) sisältävät äskettäin kehitetyn duplexteräksen Teräslaji soveltuu useisiin rakennusteknisiin sovellutuk- 1 Teräksessä oleva hiili voi muodostaa kromin kanssa kromikarbideja, jotka erkautuvat raerajoille lämpökäsittelyn yhteydessä tai tietyissä lämpötilamuutoksissa, esim. hitsauksen muutosvyöhykkeelle (HAZ). Kromin paikallinen erkautuminen raerajoilta karbideiksi mahdollistaa rakeidenvälisen korroosion ja teräksen sanotaan olevan herkistynyt ja/tai siihen kohdistuu muutosvyöhykkeen raerajakorroosio (hitsauskorroosio) (ks. 3.7.). 1122 siin, kun 0,-raja on välillä N/mm, korroosionkestävyys on austeniittisten teräslajien ja välillä ja ko. teräksen seostus on niukempi ("lean"). Tässä käsitellään vain valssattuja teräksiä. Valettuja teräksiä ei käsitellä. Teräslajin valintaohjeita esitetään kohdassa Sovellettavat standardit Litteät ja pitkät tuotteet Sovellettava materiaalistandardi EN 10088, Stainless steels (SFS-EN Ruostumattomat teräkset) sisältää kolme osaa: Osassa 1 Lists of stainless steels (SFS-EN : Ruostumattomat teräkset. Osa 1: Ruostumattomien terästen luettelo) esitetään ruostumattomat teräkset, niiden kemiallinen koostumus ja joidenkin fysikaalisten ominaisuuksien, kuten kimmokerroin E, arvoja. Osassa Technical delivery conditions for sheet, plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes (SFS-EN : Ruostumattomat teräkset. Osa : Yleiseen käyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot) esitetään yleiseen käyttöön tarkoitettujen levyjen ja nauhojen tekniset toimitusehdot sekä esitetään profiilien muovaukseen soveltuvien terästen tekniset ominaisuudet ja kemiallinen koostumus. Osassa 3 Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods. wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes (SFS-EN : Ruostumattomat teräkset. Osa 3: Yleiseen käyttöön tarkoitetut korroosionkestävät tangot, valssilangat, langat, profiilit, kirkkaat tuotteet ja puolivalmisteet. Tekniset toimitusehdot) esitetään pitkissä tuotteissa käytettävien materiaalien tekniset ominaisuudet ja kemiallinen koostumus. Standardin EN osat 4 (litteät tuotteet) ja 5 (pitkät tuotteet) ovat parasta aikaa valmisteilla ja ne kattavat rakentamiseen tarkoitetut ruostumattomat teräkset. Ko. osat julkaistaan todennäköisesti v EN 10088:ssa käytetty merkintäjärjestelmä vastaa eurooppalaista teräksen numeroon ja nimeen perustuvaa järjestelmää. Esimerkiksi teräslajin numero sisältää seuraavat asiat: Tarkoittaa terästä Tarkoittaa ruostumattomien terästen yhtä ryhmää Yksittäisen teräslajin tunnus Teräksen nimijärjestelmä sisältää perustietoa teräksen koostumuksesta. Numeroa vastaavan teräksen nimi on XCrNi18-9, X CrNi 18-9 Tarkoittaa runsaasti seostettua terästä Hiilipitoisuus-% 100-kertaisena Pääseosaineiden kemiallinen merkintä Pääseosaineiden pitoisuus %:na 123 Jokaisella ruostumattomalla teräksellä on yksikäsitteinen numero. Liitteen A taulukossa esitetään toisiaan vastaavien teräslajien merkinnät joidenkin kansallisten ja eurooppalaisten standardien mukaan. Taulukossa 3.1 esitetään EN :n mukaisten yleisesti käytettyjen ruostumattomien terästen mekaanisten ominaisuuksien minimiarvot. Taulukossa 3. esitetään näiden terästen kemiallinen koostumus. Sekä austeniittisilla ruostumattomilla teräksillä että ruostumattomilla duplex-teräksillä on riittävä iskusitkeys ja ne eivät ole alttiit haurasmurtumiselle käyttölämpötilaan -40 C asti. Austeniittisten terästen iskusitkeys säilyy hyvänä myös tätä alhaisemmissa lämpötiloissa. Mekaanisten ominaisuuksien mitoitusarvoja käsitellään kohdassa24 Taulukko 3.1 EN :n mukaisten yleisten ruostumattomien terästen mekaanisten ominaisuuksien minimiarvot Austeniittiset kromi-nikkeli perusteräkset Austeniittiset molybdeenikromi-nikkeli teräkset Teräslaji Tuotemuoto (1) Suurin ainepaksuus (mm) 0,- rajan minimiarvo () (N/mm ) Vetomurtolujuus (N/mm ) C (3) Mittapituutta vastaava murtovenymä (%) H 13, (3) P C H 13, P C H 13, P C H 13, P Stabiloidut austeniittiset teräkset Alhaisen hiilipitoisuuden ja korkean typpipitoisuuden omaava austeniittinen teräs C H 13, P C H 13, P C H 13, P C H 13, Duplex P teräkset C H 13, P Huom.: (1) C = kylmävalssattu nauha, H = kuumavalssattu nauha/nauhalevy, P = kuumavalssattu levy () Valssaussuuntaan nähden poikittaisessa suunnassa (3) Venytysoikaistuille materiaaleille minimiarvo on 5 % pienempi 1425 Taulukko 3. EN : mukaisten terästen kemiallinen koostumus Seososien pitoisuus painoprosenttina (suurin arvo ja sallittu alue) Teräslaj i C Cr Ni Mo Others Austeniittiset teräkset Duplex teräkset ,07 17,5-19,5 8,0-10, ,03 17,5-19,5 8,0-10, ,07 16,5-18,5 10,0-13,0,0 -, ,03 16,5-18,5 10,0-13,0,0 -, ,08 17,0-19,0 9,0-1, ,08 16,5-18,5 10,5-13,5,0 -, ,03 16,5-18,5 6,0-8, ,03,0-4,0 3,5-5,5 0,1-0, ,03 1,0-3,0 4,5-6,5,5-3,5 Ti: 5xC - 0,7 (1) Ti: 5xC - 0,7 (1) N: 0,1-0, N: 0,05-0, N: 0,1-0, Huom: (1) Titaania on lisätty hiilen stabiloimiseksi ja korroosiokäyttäytymisen parantamiseksi hitsien lämpövaikutusalueella. Lukuun ottamatta suuria ainepaksuuksia jo olemassa olevat niukkahiiliset teräkset ja ovat laajalti korvanneet titaanilla stabiloidut austeniittiset teräkset. Ruuvit Ruostumattomista teräksistä tehtyjä ruuveja käsitellään standardissa EN ISO 3506, Corrosion-resistant stainless steel fasteners. Ko. standardissa esitetään austeniittisten, martensiittisten ja ferriittisten kiinnittimien kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet. Vaihtoehtoisia, standardissa määrittelemättömiä aineita voidaan käyttää edellyttäen, että ne täyttävät fysikaalisille ja mekaanisille ominaisuuksille asetetut vaatimukset ja että niillä on vastaavat korroosionkestävyysominaisuudet. EN ISO 3506:n mukaan ruuvien ja muttereiden materiaali luokitellaan kirjaimin seuraavasti: A tarkoittaa austeniittista, F tarkoittaa ferriittistä ja C tarkoittaa martensiittista. Suositellaan käytettäväksi austeniittisia ruuveja, joiden ominaisuuksia esitetään taulukoissa 3.3 ja 3.4 (otettu standardista EN ISO 3506). Kirjainta seuraa numero (1,, 3, 4 tai 5), joka viittaa korroosionkestävyyteen siten, että luku 1 tarkoittaa alinta ja luku 5 parhainta korroosionkestävyyttä. Teräslaji A1 on tarkoitettu erityisesti koneistettavaksi (lastuavaan työstöön). Suuren rikkipitoisuuden takia näillä teräslajeilla on alhaisempi korroosionkestävyys kuin vastaavilla teräksillä, joiden rikkipitoisuus on normaali. Teräslajin A1 ruuveja käytettäessä on oltava varovainen, ks. kohta A luokan terästen korroosionkestävyys vastaa teräksen korroosionkestävyyttä. Luokan A3 teräkset ovat stabiloituja ruostumattomia teräksiä, joiden korroosionkestävyys vastaa teräksen korroosionkestävyyttä. (Stabiloidulla teräksellä tarkoitetaan terästä, joka sisältää voimakkaita karbideja muodostavia aineita kuten titaani, joka reagoi hiilen kanssa ja estää kromikarbidien muodostumista). A4 luokan teräs sisältää molybdeenia ja sen korroosionkestävyys vastaa teräksen korroosionkestävyyttä. A5 luokan teräkset ovat molybdeeniseosteisia ja titaanistabiloituja, joiden ominaisuudet vastaavat teräksen ominaisuuksia. 1526 Austeniittisia ruuveja on saatavissa kolmessa lujuusluokassa, ks. taulukko 3.3. Lujuusluokassa 50 kokoa M39 suurempien ja lujuusluokissa 70 ja 80 kokoa M4 suurempien ruuvien ominaisuudet riippuvat seoksesta ja valmistusmenetelmästä ja niiden ominaisuuksista tulee sopia erikseen. Lujuusluokan 50 ruuvit eivät ole magneettisia, mutta lujuusluokkien 70 ja 80 ruuvit voivat olla magneettisia. Lujuusluokan 50 ruuvien materiaali on pehmeäksi hehkutettu, jonka takia niillä on korkein korroosionkestävyys. Lujuusluokkien 70 ja 80 ruuvit ovat kylmämuokattuja, joka voi vaikuttaa jonkin verran korroosionkestävyyteen. Lujuusluokan 50 ruuvit, joissa kierteet on tehty koneistamalla, voivat olla enemmän alttiit kierteiden kitkasyöpymiselle, ks. kohta Ruuvien ja perusaineen yhteensopivuuteen lujuuden ja korroosiokestävyyden kannalta tulee kiinnittää huomiota. Standardissa EN esitetään ohjeet CE-merkin käytöstä ruuvituotteille. Taulukko 3.3 EN ISO 3506 mukaisten austeniittisten ruuvien ja muttereiden mekaanisten ominaisuuksien minimiarvot Teräslaji (1) Lujuusluokka Kierteen halkaisija A1, A, A3, A4 ja A5 Vetomurtolujuus () (N/mm ) Ruuvit 0,-raja (N/mm ) Mutterit Murtolujuus (N/mm ) 50 M M4 (3) M4 (3) Huom.: (1) EN ISO 3506 mukaisten lujuusluokkien 50, 70 ja 80 erilaisten terästen lisäksi voidaan käyttää myös EN :n mukaisia muita teräksiä. () Vetojännitys lasketaan jännityspoikkipinta-alan mukaan. (3) Kiinnittimien, joiden nimellinen kierrehalkaisija d>4 mm, mekaanisista ominaisuuksista tulee sopia käyttäjän ja valmistajan välillä ja tuotteet tulee merkitä teräslajilla ja lujuusluokalla tämän taulukon mukaisesti. 1627 Taulukko 3.4 EN ISO 3506 mukaisten ruuvien kemiallinen koostumus Teräslaji Kemiallinen koostumus (painoprosenttia) (1) C Cr Ni Mo Si Mn P S Muut A1 0,1 16,0-18,0 5,0-10,0 0,7 1,0 6,5 0,0 0,15-0,35 A 0,1 15,0-8,0 - - () 1,0,0 0,05 0,03 0,0 19,0 A3 0,08 17,0-19,0 9,0-1,0 - () 1,0,0 0,045 0,03 Joko Ti: 5xC - 0,8 tai Nb/Ta: 10xC - 1,0 A4 0,08 16,0-10,0 -,0-1,0,0 0,045 0,03 18,5 A5 0,08 16,0-18,5 15,0 10,5-14,0 3,0,0-3,0 Huom.: (1) Arvot ovat maksimiarvoja ellei toisin sovita. () Voi sisältää molybdeenia valmistajan harkinnan mukaan. 1,0,0 0,045 0,03 Joko Ti: 5xC - 0,8 tai Nb/Ta: 10xC - 1,0 3. Mekaaninen käyttäytyminen ja ominaisuuksien mitoitusarvot 3..1 Jännitys-venymäkäyttäytyminen Ruostumattoman teräksen jännitys-venymäkäyttäytyminen eroaa hiiliteräksen jännitys-venymäkäyttäytymisestä monin tavoin. Tärkein ero on jännitys-venymäkäyrän muodossa. Kun hiiliteräs tyypillisesti käyttäytyy lineaarisesti myötörajaan asti ja sen jälkeen jännitys-venymäkäyrä on tasainen muokkauslujittumiseen asti, on ruostumattoman teräksen jännitys-venymäkäyttäytyminen epälineaarisempi ilman selvästi määritettävää myötörajaa (ks. kuva 3.1). Sen takia ruostumattoman teräksen myötörajaksi määritellään yleensä pysyvää venymää (perinteisesti 0, %:n venymää vastaava arvo) vastaava jännityksen arvo kuvan 3.1 mukaisesti. Kuvassa 3.1 esitetään tyypillisiä kokeisiin perustuvia jännitys-venymäkäyriä. Kuvan käyrät ovat todennäköisiä tyypillisiä käyriä useille ruostumattomille teräksille. Kuvan käyrät ovat ohjeellisia eikä niitä tule käyttää suunnittelussa. Ruostumattomat teräkset voivat absorboida huomattavasti iskuenergiaa ilman murtumista johtuen niiden hyvästä sitkeydestä (erityisesti austeniittisilla teräksillä) ja niiden muokkauslujittumisominaisuuksista. 1728 σ N/mm² 600 E σ σ 0, 400 0, / Carbon Hiiliteräs steel (grade (S355) S355) 00 E 0 0,00 0,005 0,010 0,015 ε (σ 0, -arvo vastaa 0, %:n venymää) Kuva 3.1 Tyypillisiä hehkutetussa tilassa olevien ruostumattomien terästen ja hiiliteräksen jännitys-venymäkäyriä (pituussuuntainen veto) 3.. Jännitys-venymäkäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät On olemassa tekijöitä, jotka voivat muuttaa jännitys-venymäkäyrän muotoa. Nämä tekijät ovat jossakin määrin toisistaan riippumattomia. Ko. tekijät ovat: Kylmämuokkaus Kylmämuokkaus, kuten lujuuden kasvattaminen kylmämuovausprosessissa sekä levyn suoristus rulla- tai venytysoikaisulla sekä myös valmistuksen aikana, nostaa austeniittisten ja duplex-terästen lujuustasoa. Tähän lujuuden kasvamiseen liittyy sitkeyden pieneneminen, mutta sen merkitys on yleensä vähäinen erityisesti austeniittisilla ruostumattomilla teräksillä, koska alkuperäinen sitkeys on suuri. Taulukossa 3.5 esitetään standardin EN mukaiset kylmämuokkaustasot, jotka vastaavat eurooppalaista materiaalisstandardia EN Kylmämuokatut teräkset voidaan määrittää joko 0,-rajan minimiarvon tai vetomurtolujuuden tai kovuuden perusteella, mutta vain yksi muuttuja voidaan nimetä. Kun ruostumatonta terästä kylmämuokataan, teräksen ominaisuudet pyrkivät muuttumaan epäsymmetrisiksi siten, että käyttäytyminen vedossa ja puristuksessa on erilainen ja teräs on anisotrooppinen (erilaiset jännitys-venymäominaisuudet valssaussuunnassa ja valssaussuuntaa vastaan kohtisuorassa suunnassa). Epäsymmetrisyyden ja anisotropian aste riippuu teräslajista, kylmämuokkausasteesta ja valmistushistoriasta. Kuvassa 3. esitetään jännitys-venymä-yhteys teräslajille , joka on kylmämuokattu luokkaan C850; puristuslujuus pituussuunnassa on pienempi kuin vetolujuus sekä valssaussuuntaan vastaan kohtisuorassa suunnassa että valssaussuunnassa (jotka arvot yleensä esitetään materiaalistandardeissa kuten EN ja jotka toimittaja vastaavasti ilmoittaa). Tämän takia tulee olla huolellinen, kun valitaan lujuuden mitoitusarvoja kylmämuokatulle materiaalille (ks. kohta 3..4). Lisätietoja lujuusarvoista muiden kuormitusten suhteen tai muissa kuormitussuunnissa on saatavissa valmistajilta. 1829 Taulukko 3.5 Standardin EN mukaiset kylmämuokkausta kuvaavat lujuustasot (soveltuu, kun aineenpaksuus 6 mm) Vetomurto- 0,%-rajan 1) ) minimiarvo Kylmämuokatun ruostumattoman teräksen hinta on jonkin verran korkeampi kuin vastaavan hehkutetun materiaalin hinta riippuen teräslajista, tuotemuodosta ja kylmämuokkausasteesta. Kylmämuokkaustila Teräslajit, lujuuden 1) ) minimiarvo joita on saatavilla kylmämuokatussa tilassa CP ) , , , CP ) , , , , CP ) , C ) , , , C ) , , , , C ) , Huom.: (1) 0,-rajan tai vetolujuuden väliarvoista voidaan sopia. () Suurin saatavilla oleva aineenpaksuus pienenee lujuustason kasvaessa. Suurin tuotteen paksuus ja jäännösvenymä riippuvat myös teräksen muokkauslujittumisesta ja kylmämuokkausolosuhteista - tarkempia tietoja voidaan pyytää valmistajalta. (3) Ei määritetty, suuntaa antavia minimiarvoja. σ N/mm² ,005 0,010 0,015 0,00 0,05 0,030 Longitudinal Pituussuunta - tensile - veto Longitudinal Pituussuunta - - compression puristus Transverse Poikittaissuunta - tensile - veto Transverse Poikittaissuunta - compression - puristus ε Kuva 3. Tyypillisiä jännitys-venymäyhteyksiä teräslajille vastaten kylmälujittumistasoa C850 0,-rajan kasvaminen noin 50 %:lla profiilien valmistuksen yhteydessä on tyypillistä kylmämuokattujen profiilien nurkissa. Vaikutus on kuitenkin paikallinen ja rakenneosan kestävyyden kasvaminen riippuu nurkkien sijainnista poikkileikkauksessa. Esim. palkissa, jossa kylmämuokatut nurkat sijaitsevat lähellä neutraaliakselia saavutettavat edut ovat pienet. Lujuuden kasvaminen kompensoi helposti materiaalin ohenemisen vaikutukset kylmämuokatuissa nurkissa. Jos paikallista, valmis- 1930 tuksesta aiheutuvaa lujuuden kasvua hyödynnetään, sen tulee perustua kokeelliseen mitoitukseen (ks. luku 9). Kylmämuovauksen jälkeen tapahtuva kylmämuovatun rakenneosan hitsaaminen pehmentää ko. kohtaa paikallisesti aiheuttaen kohonneen lujuuden pienenemistä. Kohdassa 6.4 esitetään ohjeita hitsattujen kiinnitysten suunnittelusta, kun kylmämuokattuja rakenneosia liitetään toisiinsa. Kuormitusnopeus Kuormitusnopeus vaikuttaa ruostumattomiin teräkseen merkittävämmin kuin hiiliteräksiin. Ruostumattomalle teräkselle saadaan suhteellisesti suurempi lujuus nopeassa kuormituksessa kuin hiiliteräkselle. Lämpökäsittely Hehkutus tai pehmentäminen pienentää lujuuden kasvua ja anisotropiaa Ominaisuuksien tyypilliset arvot Kohtien 3..1 ja 3.. perusteella on ilmeistä, että useita tekijöitä tulee ottaa huomioon tarkasteltaessa ruostumattomien terästen mekaanisia ominaisuuksia. Ruostumattomien terästen metallurgia on monimutkaisempi ja valmistusprosessilla on suurempi vaikutus tuotteen loppuominaisuuksiin kuin hiiliteräksillä. Kaikille ruostumattomille teräslajeille on odotettavissa, että ominaisuudet ovat erilaisia eri valmistajilla. Mekaaniset ominaisuudet, jotka riippuvat kemiallisesta koostumuksesta ja termomekaanisesta käsittelystä, ovat kuitenkin hyvin valmistajien hallinnassa ja sen takia on mahdollista neuvotella halutuista ominaisuuksista yksittäisen valmistajan kanssa. Rakenteellisessa mielessä marginaali, jolla todellinen 0,-raja ylittää minimivaatimuksen on merkittävä. 0,-rajan keskiarvot ovat tyypillisesti 0-35 % minimiarvon yläpuolella. Vetomurtolujuus on tyypillisesti vain n. 10 % minimiarvoa suurempi Ominaisuuksien mitoitusarvot Litteät tuotteet Voidaan käyttää kolmea eri vaihtoehtoa: standardin mukaan määritettyjä minimiarvoja, todennettuja mitattuja arvoja tai tehtaan takaamia sertifioituja arvoja. (i) Mitoitus käyttäen standardin mukaisia minimiarvoja Hehkutettu materiaali Mitoituksen perustana käytetään EN :n mukaisia 0,-rajan (f y ) ja vetomurtolujuuden (f u ) mukaisia minimiarvoja, jotka ovat ominaisarvoja (ks. taulukko 3.1). Kylmämuokattu materiaali f y :n ja f u :n nimellisille arvoille voidaan käyttää kylmämuokatussa tilassa korotettuja arvoja standardin EN mukaan. Materiaalille, joka toimitetaan määritetyn 0,-rajan mukaan (esim. CP350), voidaan käyttää taulukon 3.5 mukaista 0,-rajan minimiarvoa ominaisarvona. Kylmämuokatun materiaalin epäsymmetrisyyden huomioon ottamiseksi niissä tapauksissa, joissa pituussuuntainen puristus on kyseeseen tuleva jännitys (esim. pilarit ja taivutus), ominaislujuutena käytetään arvoa 0,8 x taulukon 3.5 mukainen 0,-raja. Suurempaa arvoa voidaan käyttää tarkoituksenmukaisiin kokeisiin perustuen. 031 Materiaalille (esim. C700), joka toimitetaan määritetyn vetomurtolujuuden perusteella, taulukon 3.5 mukaista vetomurtolujuuden minimiarvoa voidaan käyttää ominaisarvona ja 0,-rajan ominaisarvo tulee saada toimittajalta. Huom.1: Suorakaiteen muotoisia rakenneputkia on saatavissa kylmämuokatussa tilassa lujuusluokissa, jotka ovat luokkien CP350 ja CP500 välissä ja joille valmistaja takaa 0,-rajan (koskee sekä vetoa että puristusta) ja vetomurtolujuuden. Huom. : Tämän käsikirjan mukaiset suunnittelusäännöt soveltuvat teräslajeihin CP500 ja C850 asti. Lujemmille kylmämuokatuille teräslajeille mitoituksen tulee perustua kohdan 9 mukaisiin kokeisiin. Poikkeuksena ovat poikkileikkausluokkiin 1, tai 3 kuuluvat sauvat, joissa paikallinen lommahdus tai globaali stabiiliuden menetys eivät ole määrääviä, jolloin poikkileikkauksen kestävyys voidaan määrittää luvun 4 mukaan. (ii) Mitoitus käyttäen todennettuja mitattuja arvoja Tätä vaihtoehtoa käytetään vain, kun vetokokeet tehdään siitä levystä tai nauhasta tehdyillä koekappaleilla, joista myös itse osat muovataan tai valmistetaan. Suunnittelijan tulee myös varmistaa, että vetokokeet tehdään hyväksytyn standardin, esim. SFS EN mukaan. Lisäksi tulee varmistaa, että valmistustapa on sellainen, että osa todellisuudessa tehdään testatusta materiaalista ja se sijoitetaan osakokoonpanoon oikealla tavalla. Lujuuden mitoitusarvo voidaan määrittää tilastollisesti standardin EN 1990 liitteen D suositusten mukaan. Suositellaan, että vetolujuuden ominaisarvona f u käytetään EN :n mukaista minimiarvoa. (iii) Mitoitus käyttäen tehtaan takaamia sertifioituja arvoja. Mitatut 0,-rajan arvot esitetään tehtaan ainestodistuksessa. Lujuuden mitoitusarvo voidaan määrittää tilastollisesti standardin EN 1990 liitteen D suositusten mukaan. Suositellaan, että vetolujuuden ominaisarvona f u käytetään EN :n mukaista minimiarvoa. Kimmokertoimen arvoksi kaikille rakentamisessa käytetyille standardisoiduille austeniittisille ja duplex-teräksille voidaan valita N/mm EN :n mukaan. Taipumien laskemiseksi sekanttimoduulin käyttö on tarkoituksenmukaisempaa, ks Näille teräksille suppeumaluvuksi voidaan valita 0,3 ja liukukertoimelle G voidaan käyttää arvoa N/mm. Ruuvit Ruuvien veto- ja leikkauskestävyyden sekä niiden yhteisvaikutuksen laskemiseksi käytetään ruuvien vetomurtolujuuden minimiarvoa f ub seuraavasti: f ub = σ ub missä σ ub taulukon 3.3 mukainen eri lujuusluokille esitetty vetomurtolujuuden minimiarvo. Laskettaessa ruuvin pitkäaikaiskestävyyttä käytetään standardin EN 1990 mukaisia kuormitusyhdistelmiä murtorajatilassa. 132 3.3 Fysikaaliset ominaisuudet Taulukossa 3.6 esitetään joidenkin (ne teräslajit, joita tässä käsikirjassa käsitellään) standardin EN mukaisten hehkutettujen terästen fysikaalisia ominaisuuksia huoneen lämpötilassa. Fysikaaliset ominaisuudet voivat vaihdella jonkin verran riippuen tuotemuodosta ja tuotteen koosta, mutta ko. vaihtelut eivät yleensä ole kriittisiä erilaisissa tuotesovellutuksissa. Taulukko 3.6 Teräslaji Fysikaalisia ominaisuuksia huoneen lämpötilassa, hehkutettu tila Tiheys (kg/m3) Lämpöpiteneminen C (10-6 / c) Lämmönjohtavuus (W/m C) Ominaislämpö (J/kg C) , Rakenteelliselta kannalta tärkein fysikaalinen ominaisuus on lineaarinen lämpöpiteneminen, joka poikkeaa oleellisesti hiiliteräksen vastaavasta arvosta (1 x 10-6 / C). Erilaisen lämpöpitenemisen vaikutukset tulee ottaa suunnittelussa huomioon, jos hiiliterästä ja ruostumatonta terästä käytetään yhdessä. Duplex-teräkset ja ferriittiset teräkset ovat magneettisia. Kun austeniittisten terästen epämagneettisuus on tärkeä, hitsauslisäaineet tulee valita huolella ferriittisten partikkelien minimoimiseksi itse hitsissä. Voimakas kylmämuokkaus erityisesti vähän seostetuissa austeniittisissa teräksissä voi myös kasvattaa magneettista permeabiliteettia; jälkeenpäin tapahtuva hehkutus palauttaa epämagneettiset ominaisuudet. Epämagneettisissa sovellutuksissa suositellaan lisäohjeiden hankkimista teräksen tuottajalta. 3.4 Lämpötilan vaikutukset Austeniittisia teräksiä käytetään kylmälaitesovellutuksissa. Korkeissa lämpötiloissa austeniittiset ja duplex-teräkset säilyttävät hiiliteräksiä paremmin lujuutensa, kun lämpötila on korkeampi kuin noin 550 C. Rakenteiden suunnittelua pitkäaikaisiin alhaisiin lämpötiloihin tai pitkäaikaisiin korkeisiin lämpötiloihin ei tässä käsikirjassa käsitellä. Todetaan, että em. sovellutuksissa muilla kuin kohdassa 3 esitetyillä mekaanisilla ominaisuuksilla ja korroosio-ominaisuuksilla on suurempi merkitys. Erityisesti tulenkestävät ja kuumalujat ruostumattomat teräkset (ei käsitellä tässä käsikirjassa) soveltuvat useimmissa tapauksissa paremmin korkeisiin lämpötiloihin ja suosituksena on lisätiedon hankinta käytännön tapauksissa. Duplex-teräksiä ei tule käyttää sovellutuksissa, joissa teräs on pitkäaikaisesti yli 300 C:n lämpötilassa johtuen haurastumisen mahdollisuudesta.33 Kohdassa 7 käsitellään paloteknistä mitoitusta ja esitetään mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa. 3.5 Elinkaarikustannukset Materiaaleja valittaessa pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin eikä vain materiaalien hankintakustannuksiin. Elinkaarikustannuksissa otetaan huomioon seuraavat asiat: hankintakustannukset; käyttökustannukset; jäännösarvo. Toisinaan ruostumatonta terästä pidetään kalliina materiaalina. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että käyttämällä korroosionkestävää materiaalia voidaan saavuttaa säästöjä tulevissa huolto-, seisonta- ja korjauskustannuksissa, jotka kompensoivat korkeampia materiaalin hankintakustannuksia. Kantavissa rakenteissa käytettävien ruostumattomien terästen hankintakustannukset ovat merkittävästi korkeammat vastaaviin hiiliteräksiin verrattuna riippuen ruostumattomasta teräslajista. Säästöjä kuitenkin saavutetaan, koska erillisiä pinnoitteita ei tarvita ja pinnoitteiden korjaustarvetta ei ole. Ruostumattomien terästen erinomainen korroosionkestävyys voi tarjota monia etuja, kuten: pieni tarkastustaajuus ja pienet tarkastuskustannukset; pienet huoltokustannukset; pitkä käyttöikä. Ruostumattomalla teräksellä on korkea jäännösarvo (ts. arvo rakenteen eliniän päättyessä), vaikkakin tämä on harvoin määräävä tekijä rakenteille, joilla on pitkä suunniteltu käyttöikä (esim. yli 50 vuotta). Elinkaarikustannuslaskelmissa käytetään tavanomaisia periaatteita, joissa elinkaarikustannukset muunnetaan nykyarvoksi. Laskelmissa otetaan huomioon inflaatio, korko, verot ja mahdolliset riskitekijät. Tällöin voidaan tehdä vertailuja objektiivisesti eri vaihtoehtojen välillä ja ruostumattoman teräksen käytöstä aiheutuvia mahdollisia pitkäaikaisetuja voidaan verrata muihin materiaalivalintoihin. 3.6 Materiaalin valinta Teräslajit Korroosionkestävyys on tärkein hyödynnettävä ominaisuus, kun ruostumatonta terästä käytetään rakenteellisissa sovellutuksissa. Ko. ominaisuutta hyödynnetään esteettisistä syistä, huoltokustannusten minimoimiseksi tai pitkäikäisyyden aikaansaamiseksi. Korroosionkestävyys on siis päätekijä sopivaa teräslajia valittaessa. Ruostumattomien terästen korroosionkestävyys perustuu passiiviseen suojakerrokseen, joka riittävän hapen tai sopivasti hapettavan aineen vaikutuksesta korjaantuu itsestään, mikäli suojakerros vahingoittuu. Tämä suojakerros perustuu pääasiassa teräksessä olevaan kromiin, vaikka nikkelin ja muiden seosaineiden lisääminen voi parantaa huomattavasti pintakerroksen suojauskykyä. Erityisesti muutaman prosen- 334 tin molybdeenilisäystä käytetään teräksen pistekorroosiokestävyyden parantamiseksi (ks. 3.7.). Mikäli sähkökemiallinen vaikutus tai mekaaninen vaurio vahingoittaa oksidoitua suojakerrosta, se voi johtaa korroosion alkamiseen. Järkevällä suunnittelulla varmistetaan rakenteen huoltovapaa toiminta, mutta suunnittelijoiden tulee olla tietoisia, että jopa ruostumaton teräs voi olla altis erilaisille korroosiomuodoille tietyissä olosuhteissa. Huolimatta näistä turmeltumismahdollisuuksista ruostumatonta terästä voidaan käyttää erittäin tehokkaasti edellyttäen, että eräät perusperiaatteet pidetään mielessä. Vain silloin, kun näitä periaatteita ei noudateta, voi syntyä korroosio-ongelmia. Oikean ruostumattoman teräslajin valinnassa tulee ottaa huomioon ympäristöolosuhteet, valmistusmenetelmä, pinnanlaatu ja rakenteen huolto. Huoltovaatimukset ovat minimaaliset; pelkästään teräksen peseminen ja luonnollinen sade (veden huuhteleva vaikutus) pidentävät merkittävästi käyttöikää. Suunnittelun ensimmäinen tehtävä on kuvata ympäristöolosuhteet ja niiden odotettavissa oleva muuttuminen. Ilmastoa luokiteltaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää paikallisiin olosuhteisiin kuten savupiippujen läheisyyteen (mahdollisesti syövyttävät kaasut). Rakenteen käyttötarkoituksen mahdolliset tulevat muutokset tulee ottaa huomioon. Teräksen pinnan tila ja lämpötila sekä jännitys voivat myös olla tärkeitä muuttujia (ks. 3.7.). Teräslaji valitaan tarpeellisen korroosionkestävyyden saavuttamiseksi. Teräslajeja valittaessa tulee ottaa huomioon, mitkä korroosiomuodot voivat olla merkittäviä ko. käyttöolosuhteissa. Tämän arvioiminen vaatii ruostumattomien terästen korroosiomekanismien tuntemusta. Kohdassa 3.6 esitetään ruostumattomien terästen yleiset korroosiomekanismit sekä esitetään, missä olosuhteissa ruostumattoman teräksen käyttöön ei liity kohtuuttomia riskejä tai vaikeuksia. Tarkoitus on myös esittää yleinen hyvä käytäntö sekä olosuhteet, joissa ruostumattomia teräksiä ehkä tulee käyttää varoen. Jälkimmäisessä tapauksessa tulee turvautua erikoisasiantuntijan apuun, koska teräksiä voidaan käyttää monissa tapauksissa ilman ongelmia. Huomiota tulee kiinnittää mekaanisiin ominaisuuksiin, valmistuksen helppouteen, tuotteiden saatavuuteen, pinnanlaatuun ja kustannuksiin. Arvioitaessa teräslajien soveltuvuutta on parasta hyödyntää vastaavien ruostumattomien terästen käyttökokemukset ko. olosuhteissa. Taulukossa 3.7 esitetään ohjeita sopivien terästen valitsemiseksi eri ilmasto-olosuhteisiin. On syytä tarkistaa myös kansalliset ohjeet (ks. standardin EN taulukko A.1, jossa esitetään ohjeita myös joillekin muille teräslajeille kuin taulukossa 3.7), koska ne saattavat olla vaativampia. Kohdassa esitetään ohjeita, kun ruostumaton teräs on upotusrasituksessa. Kun ruostumaton teräs tulee kosketukseen kemikaalien kanssa, on syytä aina käyttää korroosioasiantuntijan apua. Tulee noudattaa varovaisuutta, kun kiinnittimissä käytetään koneistettavia (lastuavasti työstettäviä) ruostumattomia teräksiä. Rikin lisääminen näihin teräksiin tekee ne alttiimmaksi korroosiolle erityisesti teollisuus- ja meri-ilmastoissa. Erityisesti tämä koskee EN ISO 3506 mukaisia teräslajin A1 mukaisista materiaaleista tehtyjä kiinnittimiä, ks. taulukko35 Taulukko 3.7 Teräslaji Austeniittiset kromi-nikkeli perusteräkset (esim ,1.4307, , ) Austeniittiset molybdeeni-nikkeli teräkset (esim ,1.4404,1,4571 ja duplexteräs 1.436) Suositeltavat ruostumattomat teräslajit eri ilmasto-olosuhteissa Sijainti Maaseutu Kaupunki Teollisuus Meri L M H L M H L M H L M H Τ Τ Τ Τ Τ (Τ) (Τ) (Τ) X Τ (Τ) X Τ Τ Τ Τ (Τ) Τ Τ (Τ) Duplex-teräkset Τ 0 0 Τ L - Alhaisimmat korroosio-olosuhteet. Esim. alhainen kosteus ja/tai alhainen lämpötila. M - Melko tyypillinen ko. tyyppisessä ympäristössä. H - Korroosion todennäköisyys korkeampi kuin tyypillistä ko. ympäristössä. Esim. korroosio kasvaa pysyvän korkean kosteuden, korkean ympäröivän lämpötilan tai erityisesti aggressiivisten ilman saasteiden takia. O - Mahdollisesti ylimitoitettu korroosion kannalta katsoen. Τ - Todennäköisesti paras valinta korroosionkestävyyden ja kustannusten kannalta. X - Todennäköisesti tapahtuu liiallista korroosiota. Τ) - Tarkastelun arvoinen, jos ryhdytään sopiviin varotoimenpiteisiin (so. määritetään suhteellisen tasainen pinta ja sen jälkeen pinta pestään säännöllisesti). Huom.: Kansalliset vaatimukset saattavat olla vaativampia Eri tuotemuotojen saatavuus Yleiset tuotemuodot Tässä käsikirjassa käsitellyistä ruostumattomista teräksistä tehtyjä levyjä ja tankoja on yleisesti saatavilla. Austeniittisista teräksistä ja duplex-teräksistä (05) tehtyjä rakenneputkia on myös saatavilla. Duplex-teräksestä (304) tehtyjä rakenneputkia ei ole laajasti saatavilla, koske ne ovat suhteellisen uusia rakennusteollisuudessa, vaikka niitä on käytetty joitakin vuosia off-shore -teollisuudessa räjähdystä vastaan suunnitelluissa seinissä. Austeniittisista teräslajeista ja tehtyjä valssattuja profiileja (kulmateräkset, C-profiilit, T-profiilit, suorakaiteen muotoiset rakenneputket ja I-profiilit) on saatavilla. Duplex-teräksestä em. profiileja ei ole saatavilla. Profiileja voidaan yleensä valmistaa kylmämuovaamalla (rullamuovaamalla tai särmäämällä) tai hitsaamalla. Kylmämuokatussa tilassa olevia ruostumattomia teräksiä on saatavissa eri tuotemuodoissa mukaan lukien levyt, arkit, rullat, nauhat, pyöröteräkset ja rakenneputket: levyt, arkit, rullat, nauhat (tyypilliset aineenpaksuudet 6.0 mm) pyöröteräkset (halkaisijat 5 mm...60 mm) neliön ja suorakaiteen muotoiset rakenneputket (poikkileikkauksen mitat 400 mm asti, aineenpaksuus 1,...6 mm). Ruostumattomat teräslajit, joita on kaupallisesti saatavissa kylmämuokatussa tilassa esitetään taulukossa 3.5. Kylmämuovaus On tärkeää, että rakenteiden valmistajan kanssa käydään riittävän aikaisessa vaiheessa keskustelut sen varmistamiseksi, että rakenneosat (kokoonpanot) voidaan valmistaa, koska ruostumattoman kylmämuovatun profiilin valmistus vaatii suurempia voimia kuin vastaavan profiilin valmistus hiiliteräksestä. Koneen koko rajoittaa kylmämuovatun profiilin pituutta särmättäessä ja käytettävissä oleva voi- 536 ma rajoittaa paksumpien profiilien tai vahvemmasta materiaalista tehtävien profiilien kokoa. Duplex-teräs vaatii likipitäen kaksinkertaisen voiman kuin austeniittiset teräkset ja sen takia profiilin mahdollinen koko voi olla vielä rajoitetumpi. Lisäksi duplex-teräksen pienemmästä sitkeydestä johtuen, tulee käyttää isompia taivutussäteitä. Kohdassa esitetään lisätietoja. Pinnan viimeistely Tietyissä sovellutuksissa pinnan viimeistely ja ulkonäkö ovat tärkeitä. Valmistajat tarjoavat joukon vakiopintoja valssauksen jälkeisestä pinnasta ja himmeästä pinnasta aina kirkkaasti kiillotettuun pintaan asti. Valmistajat voivat tarjota myös räätälöityjä kuvioituja pintoja. Tulee ottaa huomioon, että vaikka erilaiset pinnat on standardisoitu, valmistusprosessien erilaisuudesta johtuen valmistajien välillä on eroja ja eroja on jopa saman valmistajan tuotteissa. Arkkitehtonisissa sovellutuksissa käytetään usein kirkkaita pintoja ja tulee huomata, että kirkkaat pinnat suurentavat pinnan epätasaisuuksia erityisesti paneloiduissa pinnoissa. Jäykistys, korkokuvio, erillinen pintarakenne, kuviointi tai profilointi helpottaa tilannetta. Ruuvit EN ISO 3506 mukaisia lujuusluokan 70 ruuveja on hyvin saatavilla. Lujuusluokkien 70 ja 80 tiettyjä kokoja ja pituuksia on rajoitetusti saatavilla, ks. taulukko 3.3. Tarvittaessa on erikoistilauksesta saatavissa erikoiskokoja, joiden teettäminen saattaa toisinaan olla taloudellista. Ruuveja voidaan valmistaa useilla tekniikoilla, esim. koneistamalla (lastuava työstö), kylmämuovaamalla ja takomalla. Koneistamalla (lastuava työstö) valmistettuja kierteitä ei tule käyttää hyvin aggressiivisissa ympäristöissä (esim. meriilmasto) johtuen rakokorroosion mahdollisuudesta. Valssaamalla valmistettuja kierteitä tulee pitää etusijalla, koska ne ovat yleensä vahvempia kuin koneistamalla (lastuava työstö) tehdyt kierteet ja niiden korroosionkestävyys kitkasyöpymisen (eli kiinnileikkautumisen) suhteen on parempi. 3.7 Säilyvyys Johdanto Ruostumattomat teräkset ovat yleensä hyvin korroosionkestäviä ja riittäviä useimpiin ympäristöihin. Tietyn ruostumattoman teräksen korroosionkestävyys riippuu seosaineista, mikä tarkoittaa, että jokaisella ruostumattomalla teräslajilla on hieman erilainen korroosionkestävyys. Ruostumattoman teräksen tyyppi tulee siten valita huolella käyttökohteen mukaan. Mitä parempaa korroosionkestävyyttä vaaditaan, sitä suurempia ovat yleensä materiaalikustannukset. Esimerkiksi teräslaji on kalliimpi kuin teräslaji molybdeeniseostuksen takia. Kylmämuovatussa tilassa olevien materiaalien korroosionkestävyys on samankaltainen kuin hehkutetussa tilassa olevilla materiaaleilla. Merkittävimmät syyt materiaalivalinnan epäonnistumiseen korroosionkestävyyden kannalta katsoen ovat: (a) ympäristöolosuhteiden väärä arviointi tai teräs joutuu odottamattomiin olosuhteisiin, esim. kloridi-ionin odottamaton esiintyminen; (b) tapa, jolla ruostumatonta terästä työstetään tai käsitellään, voi aiheuttaa tilanteen, jota ei alun perin ole odotettu. Vaikka ruostumaton teräs voi olla altis värjääntymiselle tai tahraantumiselle (usein syynä on hiiliteräksen aiheuttama tahriintuminen), se on erittäin säilyvä aine raken- 637 nuksissa. Aggressiivisissa teollisuusympäristöissä ja meri-ilmastoissa tehdyissä kokeissa ei ole havaittu säilyvyyden heikkenemistä, vaikka pientä painon menetystä on esiintynytkin. Toisaalta käyttäjät saattavat pitää ulkopintojen hienoisia ruostetahroja vaurioina. Huolellinen materiaalin valinta, hyvä yksityiskohtien suunnittelu ja työsuoritus voivat merkittävästi pienentää tahraantumisen ja korroosion todennäköisyyttä. Käytännön ohjeita esitetään luvussa 10. Kokemus osoittaa, että mahdolliset vakavat korroosio-ongelmat todennäköisesti ilmaantuvat ensimmäisten - 3 käyttövuoden aikana. Tietyissä aggressiivisissa ympäristöissä eräät ruostumattomat teräslajit ovat alttiit paikallisille vauriomahdollisuuksille. Jäljempänä esitetään kuusi korroosiomekanismia, joista kolme viimeksi mainittua esiintyy erittäin harvoin, lähinnä rannikolla olevissa rakennuksissa. Tulee huomata, että kosteuden läsnäolo (mukaan lukien kondensoitumisesta aiheutuva kostuminen) on välttämätön ehto korroosion esiintymiselle Korroosiomuodot ja eri teräslajien käyttäytyminen Pistekorroosio (Pitting corrosion) Nimensä mukaisesti pistekorroosio esiintyy paikallisesti, pistemäisesti. Pistekorroosio syntyy passiivikerroksen paikallisena vahingoittumisena, joka yleensä aiheutuu kloridi-ioneista. Myös muilla haloideilla ja muilla anioneilla voi olla vastaava vaikutus. Pistekorroosion kehittyessä korroosiotuotteet voivat aiheuttaa hyvin voimakasta korroosiota. Useimmissa rakenneteknisissä sovellutuksissa pistekorroosio rajoittuu todennäköisesti vain pintaan ja rakenneosan poikkileikkauksen pieneneminen voidaan jättää huomioon ottamatta. Korroosiotuotteet voivat kuitenkin tahria arkkitehtonista ilmettä. Lievää pistekorroosiota voidaan pitää hyväksyttävänä sellaisissa huoltorakenteissa kuten kanavat, putket ja muut vastaavat, mikäli vuotojen mahdollisuus otetaan huomioon. Koska kloridi-ionit ovat pistekorroosion tärkein aiheuttaja, ovat rannikko- ja meriympäristöt hyvin aggressiivisia. Todennäköisyys, että pistekorroosiota tapahtuu tietyssä väliaineessa, riippuu kloridipitoisuuden lisäksi mm. seuraavista tekijöistä: lämpötila, happamuus, alkaalisuus ja oksidoivien aineiden pitoisuus. Ruostumattoman teräksen kestävyys pistekorroosiota vastaan riippuu teräksen kemiallisesta koostumuksesta. Kromi, molybdeeni ja typpi parantavat kestävyyttä pistekorroosiota vastaan. Pistekorroosioindeksi (Pitting Index) tai pistekorroosiokestävyyden ekvivalentti (PRE, Pitting Resistance Equivalent) on likimääräinen mitta pistekorroosiokestävyydelle. PRE määritellään seuraavasti: PRE = % wt Cr + 3,3(% wt Mo) + 30(% wt N) austeniittisille teräksille PRE = % wt Cr + 3,3(% wt Mo) + 16(% wt N) duplex teräksille. Ruostumattoman teräksen PRE-arvo on hyödyllinen apusuure verrattaessa ruostumattomia teräksiä toisiinsa. PRE-arvolla ei ole erityistä absoluuttista merkitystä. Tässä käsikirjassa käsitellyistä ruostumattomista teräksistä teräslajilla on alhaisin PRE-arvo. Teräslaji ei suositella meren lähellä oleviin arkkitehtonisiin sovelluksiin paitsi ehkä sellaisiin sisällä oleviin sovellutuksiin, jotka ovat tehokkaasti suojattu meren vaikutukselta ja sumulta. Teräslajilla voi myös ilmetä ei-hyväksyttävää pistekorroosiota vaikeissa teollisuusilmastoissa, jonka takia näihin olosuhteisiin suositellaan teräslajia tai duplex-teräksiä. 738 Rakokorroosio (Crevice corrosion) Rakokorroosio esiintyy samoissa olosuhteissa kuin pistekorroosio. Korroosio alkaa helpommin raoissa kuin vapailla pinnoilla, koska passiivisen suojakerroksen säilymisen edellyttämä hapettimien leviäminen on vähäistä raoissa. Se kuinka vaarallinen rako rakokorroosion kannalta on, riippuu hyvin paljon raon geometriasta: mitä kapeampi ja syvempi rako on, sitä pahemmat korroosio-olosuhteet ovat. Ongelmia todennäköisesti syntyy vain, jos väliaine on liikkumaton ja kun kloridisaostumia voi syntyä. Rakoja voi syntyä kahden metallin välisen liitoksen, tiivisteen, bioeliöstön, saostuman ja pintavaurion kuten syvä pintaviilto, takia. Kaikkia rakoja tulisi välttää, mutta usein niiden täydellinen välttäminen ei ole mahdollista. Kuten pistekorroosionkin tapauksessa kromi, molybdeeni ja typpi parantavat korroosion kestävyyttä ja rakokorroosion kestävyys kasvaa teräslajista teräslajeihin ja mentäessä. Metalliparikorroosio (galvaaninen korroosio) (Bi-metallic corrosion) Kun kaksi erilaista metallia on suorassa kosketuksessa ja niitä samalla yhdistää elektrolyytti (esim. sähköä johtava neste kuten merivesi tai epäpuhdas muu vesi) syntyy sähkövirta anodimetallista katodimetalliin (jalompaan metalliin) elektrolyytin välityksillä. Seurauksena on, että epäjalompi metalli syöpyy. Tämä korroosiomuoto tulee erityisesti kyseeseen, kun ruostumaton teräs liitetään hiiliteräkseen tai vain vähän seostettuihin muihin. On tärkeää, että hitsauslisäaine on vähintään yhtä jaloa kuin perusaine. Korrodoivissa ympäristöissä, joissa vettä voi olla läsnä, kuten syövyttävät teollisuusilmastot, meri-ilmastot ja tilanteet, joissa rakenne on upotettuna suolaisessa vedessä tai merivedessä, ei tule käyttää martensiittisia tai ferriittisiä ruuveja (ks. 3.1.) ruostumattomia teräksiä toisiinsa kiinnitettäessä. Ruostumattomien terästen metalliparikorroosion ei tarvitse olla ongelma, vaikka toisinaan sen estäminen voi vaatia toimenpiteitä, jotka ensisilmäykseltä voivat vaikuttaa yllättäviltä. Metalliparikorroosion välttämisen periaate on estää sähkövirran syntyminen seuraavasti: eristämällä erilaiset metallit toisistaan, esim. katkaisemalla metallinen kosketus, ks ). estämällä elektrolyyttisen kosketuksen syntyminen, esim. katkaisemalla elektrolyyttinen kosketus maalilla tai muulla pinnoitteella. Tätä menetelmää käytettäessä ja kun molempien metallien pinnoittaminen on epäkäytännöllistä, on suositeltavaa jalomman metallin pinnoittaminen (ts. ruostumattoman teräksen pinnoittaminen, jos ruostumaton teräs ja hiiliteräs ovat kosketuksissa toisiinsa). Voimakkaan korroosion vaara on suurimmillaan, jos jalomman metallin pinta-ala (so. ruostumaton teräs) on suuri verrattuna vähemmän jalon metallin (so. hiiliteräs tai alumiini) pinta-alaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maalien tai muiden pinnoitteiden käyttämiseen hiiliteräksen pinnalla. Jos pinnoitteessa on pieniä huokosia tai reikiä, pieni pelkän hiiliteräksen alue aiheuttaa hyvin suuren katodi/anodi pinta-alojen suhteen ja seurauksena voi olla vakava pistekorroosio hiiliteräksessä. Tämä on tietysti vaarallisinta upotusolosuhteissa. Tämän takia suositellaan ruostumattoman teräksen maalaamista, jolloin huokoset johtavat pienempään katodi/ anodi pinta-alojen suhteeseen. 839 Tyypillisesti vaarallisia katodi/anodi-pinta-alojen suhteita esiintyy kiinnittimien yhteydessä ja liitoksissa. Ruostumattomien terästen kiinnityksissä tulee välttää hiiliteräksestä tehtyjä ruuveja, koska ruostumattoman teräksen pinta-alan suhde hiiliteräksestä tehtyjen ruuvien pinta-alaan on suuri ja ruuvit ovat siten alttiin korroosiolle. Vastaavasti käytettäessä ruostumattomasta teräksestä tehtyjä ruuveja hiiliteräksen kiinnityksissä vastaava pinta-ala on pieni ja korroosiovaara siten huomattavasti pienempi. Yleensä on järkevää hyödyntää aikaisempaa kokemusta vastaavista olosuhteista, koska erilaiset metallit voidaan usein yhdistää olosuhteissa, joissa satunnaisesti esiintyy kondensoitumista tai kostumista, joka ei kuitenkaan ole haitallista erityisesti, jos elektrolyytin sähkönjohtavuus on pieni. Edellä mainittujen vaikutusten arviointi on vaikeaa, koska korroosionopeus riippuu lukuisista monimutkaisista ilmiöistä. Sähköpotentiaalia kuvaavat taulukot eivät ota huomioon pinnan oksidikalvoja, katodi/anodi-pinta-alojen suhdetta eivätkä erilaisten liuosten (elektrolyyttien) kemiallista koostumusta. Sen takia tällaisten taulukoiden epäasiallinen käyttö voi johtaa vääriin tuloksiin. Taulukoita tulee käyttää asiantuntemuksella ja vain tilanteen alkuarviointiin. Ruostumaton teräs muodostaa yleensä katodin kaksoismetalliparissa eikä sen vuoksi ruostu. Austeniittisten ruostumattomien terästen ja sinkin tai alumiinin välinen kosketus voi aiheuttaa lisäkorroosiota kahdessa viime mainitussa metallissa. Tämä ei todennäköisesti ole rakenteellisesti merkittävää, mutta tuloksena oleva valkoinen/harmaa pulveri voi vaikuttaa rumalta. Yhdistämistä kuparin kanssa tulee yleensä välttää lieviä olosuhteita lukuun ottamatta. Metallien yleinen käyttäytyminen kosketuksessa muiden metallien kanssa maaseutu-, kaupunki-, teollisuus- ja rannikko-olosuhteissa esitetään julkaisussa: BS PD 6484 Commentary on corrosion at bimetallic contacts and its alleviation. Jännityskorroosio (Stress corrosion cracking) Jännityskorroosio edellyttää vetojännityksen ja erityisten ympäristötekijöiden samanaikaista vaikuttamista, joiden esiintyminen tavallisissa rakennusten ilmastoolosuhteissa on epätodennäköistä. Jännityksen ei tarvitse olla kovin suuri suhteessa 0,-rajaan. Jännitys voi aiheutua kuormituksesta tai se voi olla valmistusprosessista (kuten hitsaus tai taivutus) aiheutuva jäännösjännitys. Ruostumattomilla duplexteräksillä on erittäin hyvä jännityskorroosionkestävyys tässä käsikirjassa käsiteltyihin austeniittisiin ruostumattomiin teräksiin verrattuna. Jännityskorroosio-olosuhteisiin on kehitetty korkeasti seostettuja austeniittisia ruostumattomia teräksiä, kuten , 1.459, ja , joita ei käsitellä tässä käsikirjassa. Tulee noudattaa varovaisuutta, mikäli jos isot alkujännitykset (esim. kylmämuokkauksesta aiheutuvat alkujännitykset) omaavaa ruostumatonta terästä käytetään korkean kloridipitoisuuden (esim. sisällä olevat uima-altaat, meri- ja offshoreympäristö) omaavissa olosuhteissa. Standardissa EN suositellaan, että kantavissa rakenteissa, joita käytetään kloridipitoisissa ympäristöissä ja joita ei voida säännöllisesti puhdistaa (kuten esim. uima-altaiden yläpuolella olevat alaslasketut katot), käytetään vain teräslajeja 1.459, tai , ellei kloridiionien konsentraatio 50 mg/l (epätavallista), jolloin myös teräslaji on sopiva. Voidaan käyttää myös vaihtoehtoisia teräslajeja, joille on osoitettu vastaava korroosionkestävyys jännityskorroosion suhteen vastaavissa olosuhteissa. Yleinen (tasainen) korroosio (General (uniform) corrosion) Tavallisissa olosuhteissa, jotka ovat tyypillisiä rakenteellisissa sovellutuksissa, ruostumattomassa teräksessä ei tapahdu yleistä poikkileikkauksen pienenemistä ruostumalla, joka on tyypillistä seostamattomille (yleiset rakenneteräkset) teräksille. 940 Ruostumaton teräs kestää hyvin monia kemikaaleja ja sen takia ruostumatonta terästä käytetään toisinaan kemikaalien varastointiin. Tällöin tulee kuitenkin noudattaa valmistajien laatimia kirjallisuudessa esitettyjä ohjetaulukoita tai käyttää pätevän korroosioinsinöörin apua, jos ruostumaton teräs joutuu kontaktiin kemikaalien kanssa. Raerajakorroosio (herkistyminen) ja hitsauskorroosio (Intergranular corrosion (sensitisation), weld decay) Kun austeniittiset ruostumattomat teräkset ovat pitkän ajan C:een lämpötilassa, teräksen hiili diffuntoituu raerajoille ja muodostuu kromikarbidierkaumia. Tämä siirtää kromia kiinteästä liuoksesta ja johtaa pienempään kromipitoisuuteen raerajojen läheisyydessä. Tässä tilassa olevia teräksiä kutsutaan herkistyneiksi. Raerajat tulevat alttiiksi valikoivalle korroosiolle korrodoivassa ympäristössä. Ilmiötä kutsutaan hitsauskorroosioksi, kun se esiintyy hitsin lämpövaikutusalueella. Raerajakorroosion estämiseksi on olemassa kolme tapaa: käytetään teräksiä, joiden hiilipitoisuus on pieni; käytetään titaanilla tai niobilla stabiloitua terästä, koska nämä aineet ensisijassa muodostavat hiilen kanssa stabiileja yhdisteitä ja siten pienentävät kromikarbidien muodostumisriskiä; käytetään lämpökäsittelyä (stabilointihehkutus), joka on kuitenkin harvinainen käytännössä. Alhaisen hiilipitoisuuden (max. 0,03 %) omaavat ruostumattomat teräslajit 0 mm:n ainepaksuuteen asti eivät ole alttiita hitsauksen jälkeiselle raerajakorroosiolle, kun hitsaus suoritetaan kaarihitsausmenetelmillä Korroosio eri ympäristöissä Ilma Ilmastolliset olosuhteet vaihtelevat ja myös niiden vaikutus ruostumattomiin teräksiin vaihtelee. Maaseutuympäristöt, joita teollisuuden kaasut tai rannikon suolat eivät ole saastuttaneet, ovat hyvin mietoja korroosion kehittymisen kannalta, vaikka kosteus olisi suurikin. Teollisuus- ja satamaympäristöt ovat huomattavasti vakavampia korroosion kannalta. Taulukossa 3.7 esitetään ohjeita sopivan ruostumattoman teräksen valitsemiseksi eri olosuhteisiin. Ilmastolliseen korroosion yleisin syy on valmistusprosessista (joko konepajassa tai työmaalla) peräisin olevat metalliset rautapartikkelit, mereltä peräisin olevat kloridit, teollisuusprosessit tai sementin valmistuksessa käytettävät kalsiumkloridit. Eräät pinnoille kasaantuvat partikkelit, vaikka ovatkin neutraaleja, kykenevät absorboimaan ilmasta heikkoja rikkidioksidiliuoksia, jotka voivat paikallisesti rikkoa passiivikerroksen. Pinnan viimeistely (mitä sileämpi sen parempi) sekä pinnan säännöllinen pesemien, joko tarkoituksella tai sateen vaikutuksesta, vaikuttavat ruostumattoman teräksen yleiseen ulkonäköön. Merivesi Merivesi, suolainen vesi mukaan lukien, sisältää suuren määrän kloridia ja on sen takia hyvin korrodoivaa erityisesti, jos veden virtausnopeus on pieni (noin alle 1,5 m/s). Pienillä virtauksilla voi esiintyä vakavaa pistekorroosioita teräksillä ja 3041 Nämä teräslajit voivat myös olla alttiita rakokorroosiolle riippumatta siitä johtuuko se rakenteellisista detaljeista vai bioeliöstöstä. Suolasumu voi olla yhtä vaarallista kuin täydellinen upotusrasitus, koska kloridikonsentraatio syntyy veden höyrystymisen tai suolakiteiden syntymisen seurauksena. Vakavan metalliparikorroosion mahdollisuus tulee ottaa huomioon, jos ruostumatonta terästä käytetään merivedessä yhdessä muiden metallien kanssa. Muut vedet Austeniittiset ruostumattomat teräkset käyttäytyvät yleensä tyydyttävästi tislatuissa, talous- ja keitetyissä vesissä. Happopitoisuuden ollessa korkea tulee käyttää teräslajia , muussa tapauksessa teräslaji on yleensä riittävä. Teräslajin käyttöä suositellaan myös, kun pieniä määriä kloridia on läsnä pistekorroosion ja rakokorroosion välttämiseksi. Jokiveden suhteen tilanne tulee harkita erikseen; biologinen ja mikrobiologinen aktiivisuus voi aiheuttaa ruostumattomassa austeniittisessa teräksessä pistekorroosiota suhteellisen lyhyessä ajassa. Eroosiokorroosion mahdollisuus tulee ottaa huomioon vesissä, jotka sisältävät hankaavia aineita. Kemialliset ympäristöt Ruostumattomien terästen käyttösovellutukset kemiallisissa ympäristöissä ovat laajat ja tässä ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä tätä asiaa yksityiskohtaisesti. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että monissa sovellutuksissa muut kuin tässä käsikirjassa käsiteltävät teräkset voivat olla soveltuvampia. Tällaisissa tapauksissa on syytä käyttää korroosioinsinöörin asiantuntemusta. Valmistajien julkaisemia taulukoita, jotka esittävät korroosiotestien tuloksia eri kemikaaleissa tulee käyttää asiantuntemuksella. Vaikka taulukoissa esitetään yksittäisen teräksen korroosiokestävyys, käyttöolosuhteet (lämpötila, paine, pitoisuus, jne.) vaihtelevat ja ne yleensä poikkeavat koeolosuhteista. Myös epäpuhtauksilla ja ilmapitoisuudella voi olla huomattava vaikutus tuloksiin. Maaperät Maassa olevien ruostumattomien terästen ulkoinen korroosio riippuu maaperän kemiallisesta koostumuksesta ja ominaisvastuksesta. Maaperien korrodoivuudet ovat erilaisia riippuen niiden kosteuspitoisuudesta, ph-luvusta, ilmastuksesta, kemiallisesta pilaantumisesta, mikrobiologisesta aktiivisuudesta ja pinnan kuivatuksesta. Yleensä ruostumattomien terästen korroosio on vähäistä erilaisissa maaperissä ja erityisesti maaperissä, joiden ominaisvastus on suuri, vaikka jonkin verran pistekorroosiota on esiintynyt alhaisen ominaisvastuksen omaavissa kosteissa maaperissä. Aggressiivisten kemiallisten eläinlajien, joista liukenee kloridi-ioneja sekä aggressiivisten bakteerien läsnäolo ja hajavirrat (jotka aiheutuvat sähköisten kuljetusjärjestelmien sähkövirroista, kuten esim. rautatiet ja raitiovaunut) voivat aiheuttaa myös paikallista korroosiota. Hajavirtojen vaikutusta voidaan vaimentaa käyttämällä putkissa tarkoituksenmukaista sähköistä eristystä (pinnoittaminen tai päällystäminen) ja/tai käyttämällä katodista suojausta. Teräslajin valitsemiseksi suositellaan, että maaperässä olevan ruostumattoman teräksen kestävyys korroosion suhteen määritetään ensisijassa kloridi-ionien ja toissijaisesti maaperän ominaisvastuksen ja ph-luvun perusteella. Kaikissa tapauksissa oletetaan, että maaperää ei erityisesti kuivateta. Taulukossa 3.8 suositellaan sopivia teräksiä erilaisissa maaperissä käytettäviksi. 3142 Taulukko 3.8 Erilaisiin maaperäolosuhteisiin tarkoitettuja ruostumattomia teräslajeja Tyypillinen sijainti Maaperän olosuhteet Ruostumaton teräslaji Sisämaa Merellinen ympäristö - ei vuorovesialue Merellinen ympäristö - vuorovesialue Cl Ominaisvastus ph > 4.5 Cl < 500 ppm >1000 ohm.cm < 1500 ppm Ominaisvastus >1000 ohm.cm ph > 4.5 Cl < 6000 ppm Ominaisvastus >500 ohm.cm ph > Huom: on duplex-teräs ja on super-austeniittinen teräs. Näitä teräksiä ei yleensä käytetä rakenteellisissa sovellutuksissa ja niitä ei käsitellä tässä käsikirjassa. Korroosioneston suunnittelu Tärkein asia korroosion estämiseksi on tarkoituksenmukaisen tarkasteltavaan ympäristöön sopivan ruostumattoman teräslajin ja siihen liittyvien valmistusmenetelmien valinta. Teräslajin määrittämisen jälkeen paljon on kuitenkin saavutettavissa huolellisella yksityiskohtien suunnittelulla teräksen hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi. Korroosiota ehkäisevät toimenpiteet tulee ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Taulukossa 3.9 esitetään tarkistuslista. Kaikki kohdat eivät esitä rakenteellisessa mielessä parasta mahdollista yksityiskohtaa ja kaikkia kohtia ei ole tarkoitettu sovellettavaksi kaikissa ympäristöissä. Erityisesti vähän korrodoivissa ympäristöissä tai milloin suoritetaan jatkuvaa rakenteen huoltoa, monet suosituksista eivät ole tarpeen. Kuva 3.3 esittää huonoja ja hyviä yksityiskohtia korroosionkestävyyden kannalta. 343 Taulukko 3.9 Tarkistuslista korroosionestosuunnitteluun Vältä lian kerääntymistä Suuntaa kulmateräs- ja U-profiilit siten, että lian kerääntymisen todennäköisyys minimoituu Käytä kuivatusreikiä ja varmista, että ne ovat riittävän suuria lian kasaantumisen välttämiseksi Vältä vaakasuoria pintoja Käytä pientä kaltevuuskulmaa jäykisteissä, jotka yleensä ovat vaakatasossa Käytä putkia tai umpinaisia profiileja (putkien suojaus kuivalla kaasulla tai ilmalla tapauksissa, joissa vahingollinen kosteuden tiivistyminen on mahdollista) Sileät pinnat keräävät vähemmän likaa. Vältä rakoja Käytä mieluummin hitsauskiinnityksiä kuin ruuvikiinnityksiä. Käytä jatkuvia hitsejä tai kittiä. Käytä mieluummin hiottuja hitsejä. Vältä biologisesti syntyvää kasvustoa. Pienennä jännityskorroosiosäröjen syntymisen todennäköisyyttä niissä ympäristöissä, joissa jännityskorroosiosäröjä voi syntyä (ks. 3.7.): Minimoi valmistuksen aikana syntyvät jännitykset käyttämällä sopivaa hitsausjärjestystä. Suihkupuhdistusta rautaa tai hiiltä sisältävillä puhdistusaineilla ei saa käyttää. Pienennä pistekorroosion syntymisen todennäköisyyttä (ks. Kohta 10): Poista hitsausroiske. Peittaa ruostumaton teräs. Voimakkaasti oksidoivia klorideja, jotka sisältävät saostuskemikaaleja kuten ferriittinen kloridi, tulee välttää; mieluummin käytetään peittauskylpyä tai peittauspastaa, jotka molemmat sisältävät typpi- ja fluorivetyhappoa. Hitsit tulee aina puhdistaa korroosionkestävyyden säilyttämiseksi. Vältä hiiliteräspartikkeleiden kerääntymistä (esim. käytä ruostumattomille teräksille tarkoitettuja valmistusalueita ja työkaluja). Noudata sopivaa huolto-ohjelmaa. Pienennä metalliparikorroosion todennäköisyyttä (ks. 3.7.): Eristä osat toisistaan sähköisen kosketuksen välttämiseksi. Käytä tarkoituksenmukaisia maaleja. Minimoi kosteanaoloajat. Käytä metalleja, jotka ovat lähellä toisiaan sähkökemiallisessa sarjassa. 3344 Kuva 3.3 Korroosion kannalta huonoja ja hyviä yksityiskohtia 3445 4 POIKKILEIKKAUSTEN OMINAISUUDET 4.1 Yleistä Lukujen 4 ja 5 ohjeita sovelletaan poikkileikkauksiin, joiden taso-osat täyttävät kohdan 4. mukaiset mittavaatimukset. Puristettujen tai osittain puristettujen taso-osien leveys-paksuussuhteet ratkaisevat ovatko ko. taso-osat lommahdusalttiit, mistä puolestaan aiheutuu poikkileikkauksen kestävyyden pieneneminen. Taso-osat ja poikkileikkaukset jaetaan niiden lommahdusherkkyyden ja kiertymiskyvyn (luokka 1 ja ) perusteella poikkileikkausluokkiin 1,, 3 ja 4, ks. kohta 4.3. Poikkileikkausluokan 4 kestävyyden pieneneminen voidaan ottaa mitoituksessa huomioon käyttämällä poikkileikkauksen taso-osien tehollisia leveyksiä, ks. kohta Poikkileikkauksen keskilinjoja voidaan käyttää poikkileikkausominaisuuksien määrittämiseksi vain, kun kyseessä on kylmämuovaamalla tehty levy tai sauva. Muille poikkileikkauksille käytetään kokonaismittoja. Standardit EN ja EN sallivat keskilinjojen käytön kestävyyksiä laskettaessa. Standardi EN sallii myös keskilinjojen käytön kestävyyksiä laskettaessa tietyissä tapauksissa, ks. standardin EN kohdat 6..1(9) ja 6..5(). 4. Suurimmat sallitut leveys-paksuussuhteet Taulukossa 4.1 esitetään suurimmat sallitut taso-osien leveys-paksuussuhteet. 4.3 Poikkileikkausluokitus Yleistä Periaatteessa ruostumattomasta teräksestä tehdyt poikkileikkaukset voidaan luokitella samalla tavalla kuin hiiliteräksestä tehdyt poikkileikkaukset. Neljä poikkileikkausluokkaa määritellään seuraavasti: PL 1 Poikkileikkausluokat 1 ovat niitä, joissa plastisuusteorian mukaisen tarkastelun vaatima, riittävän kiertymiskyvyn omaava nivel voi syntyä. PL PL 3 PL 4 Poikkileikkausluokat ovat niitä, joissa voi kehittyä plastisuusteorian mukainen sauvan taivutuskestävyys, mutta joilla on rajoitettu kiertymiskyky. Poikkileikkausluokat 3 ovat niitä, joissa sauvan äärimmäisessä puristetussa reunassa laskettu jännitys voi saavuttaa myötörajan, mutta paikallinen lommahdus estää plastisuusteorian mukaisen momenttikestävyyden kehittymisen. Poikkileikkausluokat 4 ovat niitä, joissa paikallinen lommahdus esiintyy ennen kuin myötäraja saavutetaan poikkileikkauksen jossakin pisteessä. 3546 Taulukko 4.1 a) Taso-osa tai välijäykisteellinen taso-osa, joka liittyy uumaan yhdeltä reunalta ja toinen reuna on vapaasti tuettu. Taso-osien suurimmat sallitut leveys-paksuussuhteet b/t 50 b b b) Taso-osa tai välijäykisteellinen taso-osa, joka liittyy uumaan yhdeltä reunalta ja toisessa reunassa on pieni yksinkertainen jäykiste. b/t 60 c/t 60 b b c c) Taso-osa tai välijäykisteellinen taso-osa, joka liittyy molemmilta reunoiltaan uumiin tai laippoihin. b/t 400 b b h/t 400 h Huom.: Tapauksen a) mukaisesti tuettuihin taso-osiin, joiden b/t-suhde on suurempi kuin noin 30 ja muulla tavalla tuettuihin taso-osiin, joiden b/t-suhde on suurempi kuin noin 75, syntyy todennäköisesti selvästi näkyvää lommoilua käyttörajatilan mitoituskuormilla Poikkileikkausluokitus määräytyy profiilin kokonaan tai osittain puristetun tasoosan suurimman hoikkuuden (epäsuotuisin tapaus) perusteella. Tulee huomata, että poikkileikkausluokka voi vaihdella sauvan pituussuunnassa taivutusmomentin ja normaalivoiman suhteista riippuen Poikkileikkausluokkien taso-osien rajahoikkuudet Poikkileikkaukset luokitellaan luokkiin 1, ja 3 niiden taso-osien rajahoikkuuksien mukaan taulukon 4. mukaan. Poikkileikkaukset, jotka eivät täytä poikkileikkausluokan 3 vaatimuksia, kuuluvat poikkileikkausluokkaan 4. 3647 Taulukko 4. Kahdelta reunalta tuetut taso-osat Puristettujen taso-osien suurimmat sallitut leveys-paksuussuhteet Poikkileikkausluokka Taivutuksen rasittamat osat Puristetut osat 1 c / t 56,0ε c / t 5,7ε c / t 58,ε c / t 6,7ε Taivutuksen ja puristuksen rasittamat osat Kun α > 0, 5 : c / t 308ε /(13α 1) kun α 0, 5 : c / t 8ε /α Kun α > 0, 5 : c / t 30ε /(13α 1) kun α 0, 5 : c / t 9,1ε /α c / t 15, 3ε k 3 c / t 74,8ε c / t 30,7ε σ k σ ks ,5 Teräslaji E ε = f y (N/mm ) f y ε 1,03 1,01 0,698 Huom.: Rakenneputkille c:n arvoksi voidaan valita varmalla puolella oleva arvo (h - t) tai (b - t) E = N/mm α = 1 N + Ed 1 f y c vahvemman akselin suhteen symmetrisille poikkileikkauksille. tw 3748 Ulokkeelliset taso-osat 3 Taulukko 4. (jatkoa) Puristettujen taso-osien suurimmat sallitut leveys-paksuussuhteet Poikkileikkausluokka 1 Poikkileikkauksen tyyppi Kylmämuokattu Hitsattu Kylmämuokattu Hitsattu Kylmämuokattu Hitsattu Puristettu osa c / t 10,0ε c / t 9,0ε c / t 10,4ε c / t 9,4ε c / t 11,9 ε c / t 11,0ε Puristettu ja taivutettu osa Reuna puristettu Reuna vedetty 10ε 10ε c / t c / t α c / t 9ε α 10,4ε c / t α c / t 9,4ε α c / t 18, 1ε k σ c / t 16, 7ε k σ Kulmateräkset: Myös ulokkeellisten taso-osien ehdot tarkistetaan. Ei sovelleta kulmateräksille, jotka liittyvät jatkuvasti muihin rakenneosiin. h h α α 9ε c / t = α α 10,4ε c / t α α 9,4ε c / t α α k ks σ k ks σ t b t b Poikkileikkausluokka Puristetut poikkileikkaukset 3 t 11,9ε b h 35 E ε = f y h ; ( + ) t 9,1ε 0,5 Teräslaji f y (N/mm ) ε 1,03 1,01 0,698 Huom.: E = N/mm α = 1 N + Ed 1 f y c vahvemman akselin suhteen symmetrisille poikkileikkauksille. tw 3849 Taulukko 4. (jatkoa) Puristettujen taso-osien suurimmat sallitut leveys-paksuussuhteet Pyöreät rakenneputket d t Poikkileikkausluokka Taivutettu poikkileikkaus Puristettu poikkileikkaus 1 d / t 50ε d / t 70ε 3 d / t 80ε d / t > 80ε, ks. standardi EN d / t 50ε d / t 70ε d / t 90ε d / t > 90ε, ks. standardi EN E ε = f y ,5 Huom.: E = N/mm Teräslaji f y (N/mm) ε 1,03 1,01 0, Teholliset leveydet Poikkileikkausluokan 4 taso-osien teholliset leveydet Poikkileikkausluokan 4 ominaisuudet voidaan laskea käyttäen kokonaan tai osittain puristettujen taso-osien tehollisia leveyksiä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kokeellista mitoitusta, ks. luku 9. Osittain tai kokonaan puristetun poikkileikkausluokkaan 4 kuuluvan poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala A eff, lasketaan vähentämällä bruttopoikkileikkauksen pinta-alasta tehottomien alueiden pinta-alat. Jokaisen poikkileikkausluokkaan 4 kuuluvan taso-osan tehollinen pinta-ala saadaan kertomalla tehollinen leveys b eff ko. osan paksuudella. Kun poikkileikkaus on taivutettu, lasketaan myös tehollinen jäyhyysmomentti I eff ja tehollinen taivutusvastus W eff. Osittain tai kokonaan puristettujen taso-osien teholliset leveydet esitetään taulukossa 4.3 kahdelta sivulta tuetuille taso-osille ja taulukossa 4.4 ulokkeellisille tasoosille. Puristetun laipan tehollinen leveys voidaan laskea bruttopoikkileikkauksen perustella lasketun jännityssuhteen ψ perusteella (ψ esitetään taulukoissa 4.3 ja 4.4). Uuman tehollinen leveys lasketaan sen poikkileikkauksen jännityssuhteen ψ perusteella, joka koostuu puristetun laipan tehollisesta leveydestä ja bruttopoikkileikkauksen mukaisesta uumasta ja vedetystä laipasta. Pienennyskerroin ρ voidaan laskea seuraavasti Kylmämuovattujen tai hitsattujen profiilien kahdelta reunalta tuetut taso-osat: 0,77 0,15 ρ = mutta 1 (4.1a) λ p λ p Kylmämuovattujen profiilien yhdeltä reunalta tuetut taso-osat: 3950 1 0,31 ρ = mutta 1 (4.1b) λ p λ p Hitsattujen profiilien yhdeltä reunalta tuetut taso-osat: 1 0,4 ρ = mutta 1 (4.1c) λ p λ p missä λ p on taso-osan suhteellinen hoikkuus, joka lasketaan seuraavasti: b / t λ p = (4.) 8,4ε k σ t k σ b on kyseeseen tuleva aineenpaksuus; on taulukon 4.3 tai 4.4 mukaista jännityssuhdetta ψ vastaava lommahduskerroin; on kyseeseen tuleva leveys seuraavasti: b b b b b = d uumille (lukuun ottamatta suorakaiteen muotoisia rakenneputkia); = suorakaiteen muotoisen rakenneputken uuman taso-osan korkeus, jolle varmalla puolella olevana arvona voidaan käyttää arvoa h - t; = b kahdelta reunalta tuetuille taso-osille (lukuun ottamatta suorakaiteen muotoisia rakenneputkia); = suorakaiteen muotoisen rakenneputken laipan taso-osan leveys, jolle varmalla puolella olevana arvona voidaan käyttää arvoa b - t; = c yhdestä reunasta tuetuille taso-osille; b = h tasa- ja erikylkisille kulmateräksille. ε on taulukon 4. mukainen materiaalista riippuva kerroin. Yleensä tehollisen poikkileikkauksen neutraaliakseli siirtyy matkan e verrattuna bruttopoikkileikkaukseen, ks. kuvat 4.1 ja 4.. Tämä siirtyminen otetaan huomioon laskettaessa tehollisen poikkileikkauksen ominaisuuksia. Kun poikkileikkaukseen kohdistuu aksiaalinen puristus, lisämomentin M Ed huomioon ottamiseksi noudatetaan kohdan 5.5. ohjeita: M Ed = N Ed e N missä e N on tasaisen puristuksen aiheuttama poikkileikkauksen neutraaliakselin siirtymä, ks. kuva51 Taulukko 4.3 Kahdelta reunalta puristetut taso-osat Jännitysjakautuma (puristus on positiivinen) Tehollinen leveys b eff σ 1 σ b e1 b b e ψ =1: b eff = ρ b b e1 = 0,5 b eff b e = 0,5 b eff 1>ψ 0 : σ 1 b e1 b e σ b b eff = ρ b b e 1 b = eff 5 ψ b e = b eff - b e1 bc b t ψ < 0 : σ 1 b eff = ρ b c = ρ b / (1-ψ) b e1 b e σ b b e1 = 0,4 b eff b e = 0,6 b eff ψ = σ /σ > ψ > > ψ > > ψ > -3 Lommahduskerroin k σ 4,0 8, / (1,05 + ψ) 7,81 7,81-6,9ψ + 9,78ψ 3,9 5,98 (1 - ψ) 4152 Taulukko 4.4 Yhdeltä reunalta tuetut puristetut taso-osat Jännitysjakautuma (puristus on positiivinen) Tehollinen leveys b eff b eff 1>ψ 0 : σ σ 1 b eff = ρ c c b t b c ψ <0 : σ 1 b eff = ρ b c = ρ c/(1-ψ) σ b eff ψ = σ /σ ψ 3 Lommahduskerroin k σ 0,43 0,57 0,85 0,57-0,1ψ + 0,07ψ b eff 1>ψ 0 : σ 1 σ b eff = ρ c c b eff ψ <0 : σ 1 b eff = ρ b c = ρ c/(1-ψ) b c b t σ ψ = σ /σ > ψ > > ψ > -1-1 Lommahduskerroin k σ 0,43 0,578/(ψ + 0,34) 1,70 1,7-5ψ + 17,1ψ 3,8 453 Kuva 4.1 Poikkileikkausluokan 4 poikkileikkaus, kun siihen kohdistuu taivutusmomentti Kuva 4. Poikkileikkausluokan 4 poikkileikkaus, kun siihen kohdistuu puristusvoima 4.4. Leikkausviipeen (shear-lag-ilmiö) vaikutukset Leikkausviipeen vaikutukset laipoissa voidaan jättää huomioon ottamatta, jos b 0 < L e /50, missä b 0 tarkoittaa laipan ulokkeellisen osan leveyttä tai kahdelta reunalta tuetun taso-osan leveyden puolikasta ja L e on taivutusmomenttipinnan nollakohtien väli. Kun b 0 :n rajat ylitetään, leikkausviipeen vaikutukset laipoissa otetaan huomioon. Standardissa EN hiiliteräksille esitetyt ohjeet soveltuvat ruostumattomille teräksille. Standardin EN mukaan leikkausviive otetaan huomioon sekä murto- että käyttörajatiloissa Laipan kaareutuminen Hyvin leveälaippaisen taivutetun profiilin tapauksessa ja taivutetun kaarevan profiilin puristetun laipan tapauksessa, jossa kovera puoli on puristettu, laipan kaareutumisen (so. neutraaliakselia kohti tapahtuva laipan kaareutuminen) vaikutusta ei tarvitse ottaa huomioon, jos laipan kaareutuminen on enintään 5 % poikkileikkauksen korkeudesta. Jos laipan kaareutuminen on em. rajaa suurempi, kestävyyden pieneneminen, esim. leveiden laipan osien momenttivarren pienenemisestä aiheutuen ja uumien mahdollisen taivutuksen vaikutukset otetaan huomioon. 4354 Tyypillisten ruostumattomasta teräksestä tehtyjen laippojen leveys-paksuussuhteet ovat sellaisia, että laipan taipuminen on epätodennäköistä. Standardin EN mukaiset hiiliteräksille laaditut ohjeet soveltuvat ruostumattomasta teräksestä tehdyille rakenneosille. 4.5 Jäykistetyt taso-osat Reunajäykisteet Sovelletaan hiiliteräkselle kehitettyjä standardin EN :n mukaisia ohjeita Välijäykisteet Sovelletaan hiiliteräkselle kehitettyjä standardin EN :n mukaisia ohjeita Välijäykisteelliset muotolevyt, välijäykiste laipassa Kun laippaan kohdistuu tasainen puristus, välijäykisteellisen laipan tehollisen pinta-alan oletetaan koostuvan kahdesta pienennetystä välijäykisteen tehollisesta pinta-alasta A s,red ja kahdesta 0,5b eff :n levyisestä kaistasta tai 15t levyisistä jäykisteen viereisistä kaistoista, jotka tukeutuvat uumien nurkkiin, ks. kuvat 4.3 ja ,5b eff 15t 15t 0,5b eff Poikkileikkaus A s :n laskemiseksi Poikkileikkaus I s :n laskemiseksi 0,5b,eff min(15t; 0,5b p, ) 0,5b 1,eff 15t b p b r b p b p,1 b r b p, b r b p,1 b e b r a a b s b e b o Kuva 4.3 Puristettu laippa, jossa on yksi, kaksi tai useampia jäykisteitä Kuva 4.4 Välijäykiste Laipan keskellä olevalle yhdelle jäykisteelle kimmoteorian mukainen kriittinen lommahdusjännitys σ cr,s (jota käytetään λ d :n laskemiseksi) lasketaan kaavasta: 4455 3 4,kw E Is t σ cr,s = (4.3) A 4b (b 3b ) s p p + s b p on taso-osan käsitteellinen (teoreettinen) leveys kuvien 4.3, 4.4 ja 4.5 mukaan; b s on jäykisteen leveys mitattuna jäykisteen piiriä pitkin, ks. kuvat 4.3, 4.4 ja 4.5; A s on jäykisteen pinta-ala kuvien 4.3, 4.4 ja 4.5 mukaan; I s on jäykisteen hitausmomentti kuvien 4.3, 4.4 ja 4.5 mukaan; k w on kerroin, joka ottaa huomioon uumista tai muista viereisistä osista aiheutuvan jäykistetyn laipan osittaisen kiertymistuennan, ks. jäljempänä. Laskettaessa aksiaalisesti puristetun poikkileikkauksen tehollista poikkileikkausta käytetään arvoa k w = 1,0; Kahden symmetrisesti sijaitsevan laippajäykisteen tapauksessa kimmoterorian mukainen kriittinen lommahdusjännitys σ cr,s lasketaan kaavasta: 4,kw E Is t σ cr,s = (4.4) A 8b (3b 4b ) 1 bp,1, 5 s r 1 e 3 1 b = + 0 b (4.5) b = b p 0, 5b r (4.6) 1,1 + b p,1 on uloimman taso-osan käsitteellinen (teoreettinen) leveys kuvan 4.4 mukaan; b p, on keskellä olevan taso-osan käsitteellinen (teoreettinen) leveys kuvan 4.4 mukaan; b r on jäykisteen kokonaisleveys, ks. kuva 4.3. k w voidaan laskea puristuslaipan nurjahdusaallon pituudesta l b seuraavasti: jos l s b, w k = k (4.7) w wo jos l s l 1) s b b <, kw = kwo ( kwo w w l s b w s w on uuman vino korkeus, ks. kuva 4.5. (4.8) 4556 Kuva 4.5 Taso-osien käsitteelliset leveydet b p ottaen huomioon nurkan pyöristyssäde Vaihtoehtoisesti kiertymistuentaa kuvaava kerroin k w voidaan olettaa varmalla puolella olevana arvona ykköseksi, joka vastaa nivelellistä tuentaa. Arvot l b ja k wo voidaan laskea seuraavasti: a) kun puristetussa laipassa on yksi välijäykiste: I 4 sbp (bp + 3bs ) b = 3,07 (4.9) 3 l k s + b t w d wo = (4.10) sw + 0,5bd b = + (4.11) d bp bs b) kun puristetussa välijäykisteessä on kaksi tai kolme välijäykistettä: I 4 sb1 (3be 4b1 ) b = 3,65 (4.1) 3 l t 4657 k wo (be + sw )(3be 4b1 ) = (4.13) b (4b 6b ) + s (3b 4b ) 1 e 1 w e 1 Pienennetyn tehollisen pinta-alan A s,red omaavan jäykisteen avautumisnurjahdus (distortional buckling) otetaan huomioon seuraavan kaavan mukaan: fy / γ MO A s,red = χd As mutta As, red As (4.14) σ com,ser σ com,ser on jäykisteen suurin puristusjännitys (joka lasketaan tehollisen poikkileikkauksen mukaan) käyttörajatilan kuormilla laskettuna. Jos uumat ovat jäykisteettömiä, pienennyskerroin χ d lasketaan seuraavasti: jos λ d 0, 65, χ d =1, 0 (4.15) jos 0,65 < λ d < 1, 38, χd = 1,47 0, 73λ d (4.16) jos λ d 1, 38, missä λ d = f /σ. y cr, s 0,66 χ d = (4.17) λ d Jos myös uumat ovat jäykistettyjä, viitataan standardiin EN Poikkileikkauksen tehollisia ominaisuuksia laskettaessa pienennetty tehollinen pinta-ala A s,red lasketaan ottamalla huomioon kaikki arvoon A s mukaan luettavien taso-osien pienennetyksi paksuudeksi arvo t = t A / A. red red s 4.6 Poikkileikkausominaisuuksien laskenta Yleistä Poikkileikkausominaisuudet lasketaan lujuusopin perussääntöjen mukaan ottaen tarvittaessa huomioon paikallisen lommahduksen ja reikien aiheuttama bruttopoikkileikkauksen heikkeneminen. Kylmämuovatuissa nurkissa materiaalin oheneminen voidaan jättää ottamatta huomioon kylmämuokkauksen lujuutta nostavan kompensoivan vaikutuksen takia Pyöristettyjen nurkkien vaikutus Pyöristettyjen nurkkien vaikutus poikkileikkauksen kestävyyteen voidaan jättää huomioon ottamatta, jos nurkan sisäpuolinen pyöristyssäde täyttää ehdot r 5t ja r 0,10b p ja poikkileikkauksen voidaan olettaa koostuvan suorista taso-osista ja terävistä nurkista. Poikkileikkausten jäykkyysominaisuuksia määritettäessä nurkkapyöristysten vaikutus otetaan aina huomioon. Pyöristettyjen nurkkien vaikutus poikkileikkausominaisuuksiin otetaan huomioon. Nurkkapyöristyksen vaikutus voidaan ottaa huomioon riittävällä tarkkuudella pienentämällä muutoin samanlaisen poikkileikkauksen ominaisuuksia, jotka lasketaan terävien nurkkien perusteella, ks. kuva 4.7, käyttämällä seuraavia likimääräistyksiä: A g = A g,sh (1 - δ) (4.18) I g = I g,sh (1 - δ) (4.19) 4758 I w = I w,sh (1-4δ) (4.0) n φ m j δ = 0,43 r j / o bp, i 90 (4.1) j= 1 i= 1 A g on bruttopoikkileikkauksen pinta-ala; A g.sh on A g :n arvo terävänurkkaiselle poikkileikkaukselle; b p,i on terävänurkkaisen poikkileikkauksen taso-osan i käsitteellinen (teoreettinen) leveys; I g on bruttopoikkileikkauksen jäyhyysmomentti; I g,sh on I g :n arvo terävänurkkaiselle poikkileikkaukselle; I w on bruttopoikkileikkauksen käyristymisjäyhyys; on I w :n arvo terävänurkkaiselle poikkileikkaukselle; I w,sh φ j m n r j on kahden taso-osan välinen kulma; on taso-osien lukumäärä; on nurkkien lukumäärä; on nurkan j sisäsäde. Edellä esitettyjä pienennyksiä voidaan soveltaa myös laskettaessa tehollisia poikkileikkausarvoja A eff, I y,eff, I z,eff ja I w,eff edellyttäen, että taso-osien käsitteelliset (teoreettiset) leveydet määritetään niiden keskilinjojen leikkauspisteisiin. Kuva 4.6 Todellinen ja idealisoitu poikkileikkaus Bruttopoikkileikkaus Bruttopoikkileikkauksen ominaisuuksia laskettaessa kiinnittimien reikiä ei tarvitse ottaa huomioon. Suuret aukot tulee sen sijaan ottaa huomioon Nettopoikkileikkaus Poikkileikkauksen tai sen osan bruttopinta-alaksi valitaan bruttopinta-ala, josta vähennetään kaikki aukot kiinnittimien reiät mukaan lukien. Kiinnittimien reikiä vähennettäessä käytetään reikien nimellisiä halkaisijoita. Mikäli kiinnittimien reiät eivät ole limitettyjä, kiinnittimien reikien vähennettäväksi kokonaispinta-alaksi valitaan reikien pinta-alojen suurin summa missä tahansa poikkileikkauksessa, joka on kohtisuorassa sauvan akseliin nähden (ks. kuvan 4.7 murtolinja ). 4859 Kiinnittimien reikien ollessa limitettyjä, kiinnittimien reikien vähennettäväksi kokonaispinta-alaksi valitaan suurempi seuraavista arvoista: limittämättömille rei`ille sovellettava vähennys; s t nd0 4 p s p t n d 0 on sarjaan kuuluvien kahden vierekkäisen limitetyn reiän keskiöiden välinen etäisyys sauvan akselin suunnassa; on kahden vierekkäisen reiän keskiöiden välinen etäisyys mitattuna kohtisuorassa suunnassa sauvan akselin suhteen; on aineenpaksuus; on niiden reikien lukumäärä, jotka sijaitsevat diagonaalisesti tai sik-saklinjassa sauvassa tai sauvan osassa, ks. kuva 4.7; on reiän halkaisija. Kulmateräksillä ja vastaavissa tapauksissa, joissa reiät ovat eri kyljissä, mitta p lasketaan kuvan 4.8 mukaan rakenneosan keskilinjaa pitkin. Yhdestä kyljestä kiinnitetyt kulmateräkset, ks. kohta 6.. Kuva 4.7 Limitetyt reiät ja kriittiset murtumislinjat 1 ja p Kuva 4.8 Mitta p kulmateräksissä, joissa on reiät molemmissa laipoissa 4960 4.7 Poikkileikkauskestävyydet Yleistä Tässä kohdassa käsitellään pelkästään poikkileikkausten kestävyyttä. Puristetun sauvan kestävyyden laskemiseksi tulee tarkastaa myös mahdollinen nurjahdus. Sauvojen nurjahdusta käsitellään luvussa 5. Poikkileikkauskestävyyden laskennassa käytettävät γ M -arvot esitetään taulukossa.1. Valmistuksen aikaiseen kylmämuokkaukseen liittyvä muokkauslujittuminen (ks. kohta 3..) yleensä kasvattaa poikkileikkauksen kestävyyttä, mutta riittävää tietoa ruostumattomalle teräkselle ei ole vielä olemassa mitoitusohjeiden antamiseksi. Haluttaessa hyödyntää muokkauslujittumisesta saatavia hyötyjä, suositellaan kokeellista mitoitusta (ks. luku 9). Poikkeustapauksissa ruostumattoman teräksen muokkauslujittumisominaisuuksia voidaan hyödyntää, ks. kohta Vedetyt poikkileikkaukset Pelkästään tasaisesti vedetyn poikkileikkauksen vetokestävyys N t.rd on pienempi arvoista: a) bruttopoikkileikkauksen vetokestävyyden mitoitusarvo: A f g y N pl,rd = (4.) γ M0 b) nettopoikkileikkauksen vetokestävyyden mitoitusarvo kiinnittimien reikien kohdalla: k A f r net u N u,rd = (4.3) γ M A g on poikkileikkauksen bruttopinta-ala; A net on poikkileikkauksen nettopinta-ala (ks ); f y on myötörajan ominaisarvo (yleensä käytetään 0,-rajan minimiarvoa, ks. taulukko 3.1); f u on vetolujuuden ominaisarvo (yleensä käytetään standardin mukaista minimiarvoa, ks. taulukko 3.1); k r = [ 1+ 3r ( d0 / u 0,3)] mutta k 1, 0 (4.4) r d 0 r = [ruuvien lukumäärä poikkileikkauksessa]/[kiinnityksen ruuvien kokonaislukumäärä]; on ruuvien reiän nimellishalkaisija; u = e mutta u p Poikkileikkauksen puristuskestävyys Poikkileikkauksen puristuskestävyys N c,rd, kun resultoiva voima vaikuttaa painopisteen kautta (poikkileikkausluokat 1, ja 3) tai tehollisen poikkileikkauksen painopisteen kautta (poikkileikkausluokka 4) voidaan laskea seuraavasti: N c.rd = A g f y /γ M0 poikkileikkausluokat 1, ja 3 (4.5) 5061 N c.rd = A eff f y /γ M0 poikkileikkausluokka 4 (4.6) Huom.: Ei-kaksoissymmetriset poikkileikkausluokkaan 4 kuuluvat poikkileikkaukset mitoitetaan kohdan mukaan ottaen huomioon tehollisen poikkileikkauksen neutraaliakselin epäkeskeisyydestä aiheutuva lisämomentti M Ed, ks. kohta Poikkileikkauksen taivutuskestävyys Kun leikkausvoimaa ja aksiaalista voimaa ei ole, poikkileikkauksen taivutuskestävyyden mitoitusarvo yksiaksiaalisessa taivutuksessa M c.rd lasketaan kaavoista: M c,rd = W pl f y /γ M0 poikkileikkausluokat 1 ja (4.7) M c,rd = W el,min f y /γ M0 poikkileikkausluokka 3 (4.8) M c,rd = W eff,min f y /γ M0 poikkileikkausluokka 4 (4.9) W pl W el,min on plastisuusteorian mukainen taivutusvastus; on kimmoteorian mukainen taivutusvastus reunassa, jossa jännitys on suurin (mutta ks. myös kohta 4.1 kylmämuovattuja profiileja koskien); W eff,min on tehollisen poikkileikkauksen kimmoteorian mukainen taivutusvastus reunassa, jossa jännitys on suurin (mutta ks. myös kohta 4.1 kylmämuovattuja profiileja koskien). Kun taivutus vaikuttaa kahden akselin suhteen, ks Poikkileikkauksen leikkauskestävyys Poikkileikkauksen leikkauskestävyys V pl,rd voidaan yleensä laskea kaavasta: V = ( γ (4.30) pl, Rd Av fy / 3) / M0 A v on leikkauspinta-ala, joka voidaan laskea seuraavasti: a) valssaamalla valmistetut I- ja H-profiilit, joissa kuormitus on uuman suuntainen: A bt f + ( t w + r) t f kuitenkin vähintään η h w tw b) valssaamalla valmistetut U- profiilit, joissa kuormitus on uuman suuntainen: f ( t w r) f A bt + + t c) valssaamalla valmistetut T- profiilit, joissa kuormitus on uuman suuntainen: ( A ) 0,9 bt d) hitsaamalla valmistetut I-, H- ja koteloprofiilit, joissa kuormitus on uuman η h w t suuntainen: ( ) e) hitsaamalla valmistetut I-, H-, ja U- ja koteloprofiilit, joissa kuormitus on laip- h pojen suuntainen: A- ( ) w f w t w 5162 f) valssaamalla valmistetut suorakaiteen muotoiset rakenneputket, kun aineenpaksuus on vakio: kuormitus vaikuttaa korkeuden suunnassa: Ah/(b + h) kuormitus vaikuttaa leveyden suunnassa: Ab/(b + h) g) pyöreät rakenneputket, joiden aineenpaksuus on vakio: A/π A b h h w r t f t w η on poikkileikkauksen pinta-ala; on kokonaisleveys; on kokonaiskorkeus; on uuman korkeus; on nurkan pyöristyssäde; on laipan paksuus; on uuman paksuus (Jos uuman paksuus ei ole vakio, t w :n arvoksi valitaan pienin arvo); ks. standardi EN (standardissa EN suositellaan arvoa η = 1,0). Huom.: Laskettaessa leikkauslommahduskestävyyttä ja plastisuusteoriaan perustuvaa leikkauskestävyyttä käytetään samaa η:n arvoa Leikkauslommahduskestävyys tarkistetaan kohdan mukaan Poikkileikkaukset, joihin kohdistuu yhdistetty rasitus Aksiaalisen voiman vaikutus plastisuusteorian mukaiseen taivutusmomenttikestävyyteen otetaan huomioon. Poikkileikkausluokissa 1 ja seuraavan ehdon tulee olla voimassa: M Ed M N,Rd (4.31) M N,Rd on plastisuusteorian mukainen taivutuskestävyyden mitoitusarvo, kun aksiaalisen voiman N Ed pienentävä vaikutus otetaan huomioon. Kahden akselin suhteen symmetrisille I- ja H-poikkileikkauksille ja muille vastaaville laipallisille poikkileikkauksille, aksiaalisen voiman vaikutus plastisuusteorian mukaiseen taivusmomenttikestävyyteen y-y-akselin suhteen voidaan jättää huomioon ottamatta, kun molemmat seuraavat ehdot ovat voimassa: N 0 N ja (4.3a) Ed, 5 pl,rd N 0 γ (4.3b) Ed,5hwtw fy / M0 Kun leikkausvoimaa ei ole, poikkileikkausluokan 3 ja 4 suurimman aksiaalisen jännityksen tulee täyttää ehto: σ x, Ed f y /γ M0 (4.33) 563 σ x,ed on momentista ja aksiaalisesta voimasta aiheutuvan suurimman paikallisen aksiaalisen jännityksen mitoitusarvo ottaen kiinnittimien reiät tarvittaessa huomioon. Poikkileikkausluokassa 4 myös seuraavan ehdon tulee olla voimassa: A eff N f y Ed γ M0 M + W y,ed eff,y,min + N f y Ed γ e Ny M0 M + W z,ed eff,z,min + N f y Ed γ e Nz M0 1 (4.34) A eff on poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala, kun poikkileikkaukseen kohdistuu tasainen puristus; W eff,min on poikkileikkauksen tehollinen taivutusvastus, kun poikkileikkaukseen kohdistuu vain taivutusmomentti kyseeseen tulevan akselin suhteen; e N on kyseeseen tulevan neutraaliakselin siirtyminen, kun poikkileikkaukseen kohdistuu vain puristus. Kulmateräksille edellisessä kaavassa y- ja z- akselien sijasta käytetään akseleita u ja v. Kun V Ed > 0,5V pl.rd, poikkileikkauksen kestävyys samanaikaisesti vaikuttavalle momentille ja aksiaaliselle voimalle lasketaan käyttäen leikkauspinta-alalle pienennettyä myötörajan arvoa (1 - ρ) f y, missä ρ = (V Ed /V Rd -1) Myötölujenemisen hyödyntäminen (strain hardening) Tietyissä tapauksissa, kuten esim. palkkien mitoitus lyhytaikaiselle onnettomuuskuormalle, sallitaan ruostumattomien terästen myötölujenemisen (metallurgisessa merkityksessä strain hardening tarkoittaa muokkauslujittumista) hyödyntäminen mitoituksessa. Mitoitus voidaan tehdä käyttämällä muokkauslujittuneen tilan mukaista korotettua 0,-rajan arvoa muokkauslujittumattoman tilan 0,-rajan asemasta kaikissa laskelmissa. Tarkempien ohjeiden puuttuessa (ehkä epälineaarista FE-analyysiä lukuun ottamatta) suositellaan seuraavia rajoituksia: Poikkileikkauksen tulee kuulua poikkileikkausluokkaan 1 tai, kun laskelmissa käytetään muokkauslujittuneen tilan mukaista korotettua 0,-rajan arvoa laskettaessa taulukon 4. mukaista suuretta ε Poikkileikkaukseen kohdistuu vain taivutusta vahvemman akselin suhteen. Mikään epästabiilius (tasonurjahdus, vääntönurjahdus, kiepahdus tai avautumisnurjahdus (distortional buckling) - ks. Luku 5) ei ole mitoittava, kun käytetään muokkauslujittuneen tilan mukaista 0,-rajan arvoa kaikissa laskelmissa. Rakenneosien väliset liitokset ja itse rakenneosat ovat riittävän vahvoja, jotta myötölujenemisesta (muokkauslujittumisesta) aiheutuva kestävyyden kasvu voi tapahtua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää liitosten lujuusvaatimuksiin. Poikkileikkausluokissa 3 ja 4 myötölujenemisesta aiheutuva lujuuden kasvu voidaan hyödyntää, mikäli se perustuu luvun 9 mukaisiin kokeisiin. 5364 5 SAUVOJEN MITOITUS 5.1 Johdanto Ruostumattomista teräksistä tehtyjen rakenteiden mitoitus on samankaltainen kuin tavanomaisista rakenneteräksistä tehtyjen rakenteiden mitoitus. Rakenneosien voimien ja momenttien laskemiseksi suositellaan kimmoteoriaan perustuvan kokonaisanalyysin käyttöä. Poikkileikkauskestävyyden lisäksi (ks. Luku 4) rakenneosat mitoitetaan stabiiliuden suhteen, jota tässä luvussa käsitellään. Mahdollinen mitoitustapa nurjahduksen suhteen on lommahdusjännitystä vastaavan tangenttikimmokertoimen käyttöön perustuvan teorian käyttö sen sijaan, että käytetään alkukimmokerrointa kuten hiiliteräksillä. Olettamalla geometrisille epätäydellisyyksille ja alkujännityksille sama taso ruostumattomilla teräksillä ja hiiliteräksillä, johtaa tämän teorian käyttö yleensä tyydyttäviin tuloksiin, kun tuloksia verrataan hiiliteräksestä tehdyillä rakenneosalla tehtyihin kokeisiin. Tämän perusteella tätä teoriaa voidaan käyttää mitoituksessa. Menetelmä vaatii kuitenkin iteratiivisia laskelmia ja sen takia menetelmän käyttöä vältetään tässä käsikirjassa lukuun ottamatta joitakin tapauksia, jossa menetelmää on käytetty sellaisten mitoituskäyrien laatimiseksi, joita käytetään yhdessä alkukimmokertoimen kanssa. Tässä käsikirjassa esitetyt mitoitusmenetelmät on kalibroitu olemassa olevien koetulosten avulla. Seuraavissa alakohdissa esitetyt ohjeet soveltuvat yhden tai kahden akselin suhteen symmetrisille sekä pistesymmetrisille profiileille, joiden poikkileikkaus sauvan akselin suunnassa on vakio. Poikkileikkaukseltaan epäsymmetriset sauvat tulee mitoittaa kokeellisesti. 5. Vedetyt sauvat Keskeisesti vedettyjen sauvojen vetokestävyys voidaan laskea pelkästään poikkileikkauskestävyyden perusteella, ks Vedettyjen sauvojen kiinnitysten ja liitosten mitoitus, ks. Luku 6. Yhdestä kyljestä kiinnitettyjen kulmaterästen ja muiden vastaavien epäsymmetristen kiinnitysten vetokestävyys lasketaan kaavasta: N t,rd = N pl,rd N u,rd (5.1) missä suureet ovat kohdan 4.7. mukaisia ja N u,rd lasketaan kohdan 6..3 mukaisista lausekkeista (6.6), (6.7) tai (6.8). 5.3 Puristetut sauvat Yleistä Puristetut sauvat voivat menettää stabiiliutensa monella tavalla, kuten: Levyn lommahdus (vain poikkileikkausluokassa 4); Taivutusnurjahdus; Vääntönurjahdus; Taivutusvääntönurjahdus. 5465 Kaksoissymmetriset profiilit (pyöreät ja suorakulmaiset rakenneputket, I-profiilit, jne.) Kaksoissymmetrisiä profiileja ei tarvitse mitoittaa taivutus-vääntönurjahdukselle, koska poikkileikkauksen leikkauskeskiö yhtyy painopisteeseen. Vääntönurjahdus voi olla kriittinen. Pyöreät ja neliön muotoiset rakenneputket eivät ole alttiita vääntönurjahdukselle. Rakentamisessa tyypillisesti käytettäville suorakaiteen muotoisille rakenneputkille vääntönurjahdus ei ole kriittinen. Suorakaiteen muotoisten rakenneputkien vääntönurjahdus on kriittinen vain, jos rakenneputken h/b-suhde on epätavallisen suuri. Yhden akselin suhteen symmetriset profiilit (tasakylkiset kulmateräkset, U-teräkset, jne.) Yhden akselin suhteen symmetriset profiilit kuten C-profiilit ja tasakylkiset kulmateräkset tarkistetaan taivutusvääntönurjahdukselle, koska poikkileikkauksen painopiste ja leikkauskeskiö eivät yhdy. Pistesymmetriset profiilit (Z-profiilit, ristin muotoiset profiilit, jne.) Näille profiileille vääntönurjahdus voi olla kriittinen Levyn lommahdus Poikkileikkausluokassa 4 levyn lommahdus otetaan huomioon käyttämällä poikkileikkauksen tehollista pinta-alaa. Neutraaliakselin siirtymisestä aiheutuva taivutusmomentin lisä on epäsymmetrinen eli erilainen eri akseleiden suhteen. Poikkileikkausluokan 4 rakenneosat käsitellään kohdan 5.5 mukaan Taivutusnurjahdus Taivutusnurjahduskestävyys lasketaan kaavasta: N b,rd = χ A f y /γ M1 poikkileikkausluokat 1, ja 3 (5.a) N b,rd = χ A eff f y /γ M1 poikkileikkausluokka 4 (5.b) A eff on poikkileikkausluokkaan 4 kuuluvan poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala; A on bruttopinta-ala; χ on nurjahduksen huomioonottava pienennystekijä, joka lasketaan kaavasta: 1 χ = 0,5 ϕ + [ ϕ λ ] 1 (5.3) ( 1 + α ( λ λ ) ) ϕ = 0,5 + λ (5.4) 0 5566 Afy L f cr 1 y λ = = poikkileikkausluokat 1, ja 3 (5.5a) N i π E cr Aeff A f f L y eff y cr 1 λ = = A poikkileikkausluokat 4 (5.5b) N i π E α N cr λ 0 L cr i cr on taulukon 5.1 mukainen epätäydellisyystekijä; on kimmoteorian mukainen kyseeseen tulevaan nurjahdusmuotoon liittyvä kriittinen nurjahduskuorma, joka lasketaan bruttopoikkileikkauksen ominaisuuksien perusteella; on taulukon 5.1 mukainen muunnetun hoikkuuden raja-arvo; on nurjahduspituus tarkasteltavassa tasossa ottaen reunaehdot huomioon; on hitaussäde tarkasteltavan akselin suhteen, joka lasketaan bruttopoikkileikkauksen ominaisuuksien perusteella. Nurjahduskäyrät esitetään kuvassa 5.1. Taulukon 5.1 arvoja α ja λ 0 ei käytetä rakenneputkille, jotka hehkutetaan valmistuksen jälkeen. Kun muunnettu hoikkuus NEd λ0 nurjahdus voidaan jättää huomioon ottamatta ja tarkistetaan vain poikkileikkauksen Ncr kestävyys. λ λ 0 tai kun Kuva 5.1 Nurjahduskäyrät, taivutus-vääntö- ja taivutusvääntönurjahduksessa Nurjahduspituus määritetään rakenteiden mekaniikan sääntöjen mukaan ottaen reunaehdot huomioon. 5667 Taulukko 5.1 α:n ja λ 0 :n arvot taivutus-, vääntö- ja taivutus-vääntönurjahduksessa Nurjahdustapa Profiilin tyyppi α λ 0 Taivutusnurjahdus Kylmämuovatut avoimet profiilit 0,49 0,40 Rakenneputket (saumattomat ja hitsatut) 0,49 0,40 Hitsatut avoimet profiilit (vahvemman akselin suhteen) 0,49 0,0 Hitsatut avoimet profiilit (heikomman akselin suhteen) 0,76 0,0 Vääntö- ja taivutusvääntönurjahdus Kaikki profiilit 0,34 0, Vääntö- ja taivutusvääntönurjahdus Kestävyydet lasketaan kohdan mukaan korvaamalla termi λ termillä λ T (ks. kaavat (5.6) ja (5.7)) sekä valitsemalla α = 0,34 ja λ 0 = 0,. Afy λ T = poikkileikkausluokille 1, ja 3 (5.6a) N cr Aeff fy λ T = poikkileikkausluokille 4 (5.6b) N missä cr N cr = N cr, TF ja cr N cr, T N <, N cr,t on kimmoteorian mukainen kriittinen vääntönurjahduskuorma: N 1 π EI GIt + io lt w cr,t = Ncr,TF on kimmoteorian mukainen kriittinen taivutusvääntönurjahduskuorma. Poikkileikkauksille, jotka ovat symmetrisiä y-y-akselin suhteen (ts. z o = 0): (5.7a) N N cr,y N + cr,t N cr,t y N + o 1 1 β N cr,y Ncr,y io N = cr,t cr, TF 4 cr, y (5.7b) o y z o o i = i + i + y + z ; i y ja i z tarkoittavat hitaussäteitä y- ja z-akselien suhteen ja ne lasketaan bruttopoikkileikkauksen ominaisuuksien perusteella; y o ja z o tarkoittavat bruttopoikkileikkauksen painopisteen ja leikkauskeskiön välisiä etäisyyksiä; G on liukukerroin; l T on nurjahduspituus vääntönurjahduksessa (ks. standardi EN ); I T on bruttopoikkileikkauksen vääntövakio; on bruttopoikkileikkauksen käyristymisvakio. I W 5768 y 1 o β = io N cr,y ja N cr,z tarkoittavat kimmoteorian mukaisia kriittisiä aksiaalisia kuormia taivutusnurjahduksessa y-y- ja z-z-akselien suhteen. Kaksoissymmetrisille poikkileikkauksille painopiste ja leikkauskeskiö yhtyvät, jonka takia y o = 0 ja z o = 0 ja N cr, TF = Ncr,T edellyttäen, että cr, T cr, y N < N ja N cr, T < Ncr, z. Kulmateräksille edellisissä kaavoissa y- ja z- akselien sijasta käytetään akseleita u ja v. 5.4 Taivutetut sauvat Yleistä Sauvan sanotaan olevan yksinkertaisesti taivutettu, kun kuormat vaikuttavat kohtisuoraan sauvan pituusakselin suhteen ja sauvan päät on kiinnitetty siten, että tuille ei synny vääntöä, vetoa tai puristusta. Palkin taivutuskestävyyttä laskettaessa otetaan huomioon seuraavat kriteerit: poikkileikkauksen myötääminen (ks. 4.7); puristetun levyn lommahdus (vain poikkileikkausluokassa 4 - ks. 4.7); kiepahdus (ks. 5.4.); leikkauslommahdus (ks ); pistekuormakestävyys tukien ja kuormien kohdalla. Leikkausviipeen ja laipan taipumisen vaikutukset taivutetuissa sauvoissa otetaan tarvittaessa huomioon kohtien 4.4. ja mukaan. Kaksiaksiaalinen taivutus otetaan huomioon kohdan 5.5. mukaan Kiepahdus Kiepahdus voidaan jättää ottamatta huomioon seuraavissa tapauksissa: taivutus tapahtuu vain heikomman akselin suhteen; taivutettu sauva on tuettu tehokkaasti sivusuunnassa koko matkalta; palkit, joille muunnettu kiepahdushoikkuus λ LT 0,4 (ks. jäljempänä) tai kun M Ed 0,16. M cr Kaikissa muissa tapauksissa kiepahduskestävyys lasketaan seuraavasti: M b,rd = χ LT W y f y /γ M1 (5.8) W y = W pl,y poikkileikkausluokille 1 ja ; W y = W el,y poikkileikkausluokille 3; 5869 W y = W eff,y poikkileikkausluokille 4; χ LT on kiepahduksen huomioon ottava pienennystekijä, joka lasketaan kaavasta: 1 χ LT = 1 (5.9) 0,5 ϕ + LT [ ϕ λ ] LT LT ( 1 + α ( λ 0, ) ) ϕ = 0 + λ (5.10) LT,5 LT LT 4 cr LT Wy fy λ LT = (5.11) M α LT M cr epätarkkuustekijä seuraavasti: = 0,34 kylmämuovatuille profiileille ja rakenneputkille (pituussuunnassa hitsatut ja saumattomat rakenneputket); = 0,76 hitsatuille avoimille profiileilla ja muille profiileille, joille koetuloksia ei ole olemassa. on kimmoteorian mukainen kriittinen kiepahdusmomentti (Ks. liite B). Kulmateräksille edellisissä kaavoissa y- ja z- akselien sijasta käytetään akseleita u ja v. Kiepahduskäyrät esitetään kuvassa 5.. Kuva 5. Kiepahduskäyrät Leikkauslommahduskestävyys Leikkauskestävyys määräytyy joko poikkileikkauksen myötäämisen (ks ) tai leikkauslommahduksen perusteella. 5970 Leikkauslommahduskestävyys tarvitsee tarkistaa vain, kun h w / t 5ε η jäykistämättömän uuman tapauksessa tai kun hw / t 3ε kτ η jäykistetyn uuman tapauksessa. Sauvan leikkauslommahduskestävyyden mitoitusarvo lasketaan kaavasta: V b,rd η fyw hw t = Vbw,Rd + Vbf,Rd (5.1a) 3 γ M1 missä uuman osuus lasketaan kaavasta: χw fyw hw t V bw,rd = (5.1b) 3 γ M1 h w on laippojen sisäpintojen väli (ks. kuva 5.3); ε esitetään taulukossa 4.; k τ on leikkauslommahduskerroin; V bw,rd on uuman osuus leikkauslommahduskestävyyden mitoitusarvosta; V bf,rd on laippojen osuus leikkauslommahduskestävyyden mitoitusarvosta; f yw η on uuman materiaalin myötörajan ominaisarvo; ks. standardi EN (Standardissa EN suositellaan arvoa η = 1,0). Huom.: Laskettaessa leikkauskestävyyttä myötäämisen perusteella ja laskettaessa leikkauskestävyyttä leikkauslommahduksen perusteella käytetään samaa η:n arvoa. t f t w h w b f t f a Kuva 5.3 Geometristen mittojen merkinnät Uumille, joissa on pystyjäykisteet vain tuilla ja uumille, joissa on joko poikittaisjäykisteet ja/tai pituusjäykisteet, uuman osuus lasketaan seuraavasti: χ w =η kun λw 0, 60 η (5.13a) 0,64 0,05 χ w = 0,11 + kun λ w > 0, 60 η (5.13b) λw λ w Kun pystysuuntaiset uumajäykisteet ovat vain tukien kohdilla, muunnettu hoikkuus λ lasketaan seuraavasti: w 6071 h w λw = (5.14) 86,4tw ε Tapauksissa, joissa pystysuuntaiset uumajäykisteet ovat tukien kohdilla ja palkin uumassa käytetään pysty- ja/tai pituussuuntaisia välijäykisteitä, muunnettu hoikkuus λ w lasketaan seuraavasti: λ w = hw 37,4tw ε k τ (5.15) missä k τ uuman levykentän pienin leikkauslommahduskerroin. Uumille, joissa on jäykät poikittaisjäykisteet ilman pituusjäykisteitä tai uumille joissa on vähintään kolme pituusjäykistettä k τ voidaan määrittää seuraavasti: ( h w / a ) τst k τ = 5,34 + 4,00 + k kun a / hw 1 (5.16a) ( h w / a ) τst k τ = 4,00 + 5,34 + k kun a / hw < 1 (5.16b) 3 9 ( w / I ) 4 sl 3,1 I k τ st = h a kuitenkin vähintään 3 sl t hw t hw a on pystyjäykisteiden keskilinjojen välinen etäisyys, ks. kuva 5.3. I s1 on pituusjäykisteen hitausmomentti z-z-akselin suhteen. Yhtälöitä (5.16) sovelletaan myös levykentille, joissa on yksi tai kaksi pituusjäykistettä, jos levykentän sivusuhde a/h w 3. Levykenttien osalta, joissa on yksi tai kaksi pituusjäykistettä ja levykentän sivusuhde a/h w < 3, viitataan standardin EN liitteeseen A3. Yksinkertaisuuden vuoksi laippojen osuus χ f voidaan jättää huomioon ottamatta. Jos laipan kestävyyttä ei täysin hyödynnetä taivutuskestävyyttä laskettaessa (M Ed < M f.rd ), voidaan laippojen osuus leikkauskestävyyteen määrittää seuraavasti: b ftf fyf = M Vbf, Rd 1 cγ M1 M Ed f,rd (5.17) b f ja t f tarkoittavat sen laipan leveyttä ja paksuutta, jonka kestävyys aksiaalisen voiman suhteen on pienempi, b f :n arvo saa olla enintään 15εt f uuman kummallakin puolen. M f,rd on poikkileikkauksen taivutuskestävyyden mitoitusarvo, kun vain teholliset laipat otetaan huomioon; M f,k M f,rd = ; γ M0 3,5b ftf fyf = + c c a 0,17 ja 0, 65 ; twhw fyw a 6172 f yf on laipan myötörajan ominaisarvo. Jos myös aksiaalinen voima N Ed vaikuttaa, M f,rd :n arvoa pienennetään tekijällä: 1 ( A + A ) f1 N γ Ed M0 f f yf missä A f1 ja A f ovat ylä- ja alalaipan pinta-aloja. Kestävyys tarkistetaan seuraavasti: (5.18) VEd η = 1,0 (5.19) V 3 b,rd V Ed on leikkausvoiman mitoitusarvo vääntö mukaan lukien. Puristetun ja kahden akselin suhteen taivutetun sauvan poikkileikkauksen kestävyys tarkistetaan seuraavasta ehdosta: η N M y,ed + NEd ey,n M z,ed + NEd e + + / γ M0 f y Wy,eff / γ M0 f y Wz,eff / γ M0 Ed z,n 1 = f y Aeff 1,0 (5.0) A eff on poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala, (ks. kohta 4.4.1); e y,n on neutraaliakselin siirtyminen y-akselin suhteen (ks. kohta 4.4.1); e z,n on neutraaliakselin siirtyminen z-akselin suhteen (ks. kohta 4.4.1); M y,ed on taivutusmomentin mitoitusarvo y-akselin suhteen; M z,ed on taivutusmomentin mitoitusarvo z-akselin suhteen; N Ed on aksiaalisen voiman mitoitusarvo; W y,eff on tehollisen poikkileikkauksen taivutusvastus y-akselin suhteen (ks. kohta 4.4.1); W z,eff on tehollisen poikkileikkauksen taivutusvastus z-akselin suhteen (ks. kohta 4.4.1). Toisen kertaluvun kokonaisvaikutukset lasketaan tarvittaessa mukaan suureisiin M Ed ja N Ed. Levykentän lommahdus tarkistetaan jännitysresultanteille etäisyyksillä 0,4a tai 0,5b, jolloin käytetään pienempää etäisyyttä. Ko. mitta lasketaan sen levykentän päästä, jossa jännitykset ovat suurempia. Edellyttäen, että η 3 0,5 (ks. jäljempänä), taivutusmomenttikestävyyttä ja kestävyyttä aksiaalisen voiman suhteen ei tarvitse leikkausvoiman takia pienentää. Jos η 3 > 0,5, taivutuksen ja leikkauksen yhteisvaikutuksen I- tai koteloprofiilin uumassa tulee täyttää ehto: M η f,rd η 3 M pl,rd ( 1) 1, 0 M f,rd kun η 1 (5.1) M pl,rd 673 M f,rd on poikkileikkauksen taivutuskestävyyden mitoitusarvo, kun vain teholliset laipat otetaan huomioon; M pl,rd on poikkileikkauksen plastisuusteorian mukainen taivutuskestävyys, kun vain teholliset laipat otetaan huomioon ja uuman oletetaan toimivan täysin tehollisena poikkileikkausluokasta riippumatta; M Ed η 1 = (5.) M pl,rd V Ed η 3 = (5.3) Vbw,Rd Jännitykset ovat merkiltään positiivisia. Tarvittaessa arvoihin M Ed ja N Ed sisällytetään toisen kertaluvun vaikutukset. Kaavan (5.1) mukaisen ehdon tulee olla voimassa kaikissa poikkileikkauksissa, mutta ehtoa ei tarvitse tarkistaa poikkileikkauksissa, jotka ovat enintään h w / etäisyydellä tuesta, jossa on pystyjäykisteet. Jos aksiaalinen voima N Ed vaikuttaa, M pl,rd korvataan standardin EN kohdan 6..9 mukaisella pienennetyllä plastisuusteorian mukaisella taivutuskestävyydellä M N,Rd ja M f,rd :n arvoa pienennetään kaavan (5.18) mukaan. Jos aksiaalinen voima on niin suuri, että koko uuma on puristettu, sovelletaan standardin EN ohjeita Uuman paikallinen murtuminen, uuman paikallinen lommahtaminen ja uuman kokonaislommahdus pistekuormasta Jäykistämättömän uuman kestävyys pistekuormille tai tukireaktioille määräytyy jonkin seuraavan kolmen mahdollisen murtumismuodon perusteella edellyttäen, että laipat on tuettu poikittaisessa suunnassa: uuman paikallinen murtuminen laipan lähellä, johon liittyy laipan plastinen muodonmuutos; uuman paikallinen lommahtaminen ja murtuminen laipan lähellä, johon liittyy laipan plastinen muodonmuutos; Sauvan koko uuman lommahtaminen. Kylmämuovatuille profiileille voidaan käyttää standardin EN mukaisia hiiliteräksille laadittuja ohjeita. Valssatuille ja hitsatuille profiileille sovelletaan seuraavaa menetelmää, joka perustuu standardiin EN Jäykistämättömien ja jäykistettyjen uumien kestävyyden mitoitusarvo poikittaisen pistekuorman aiheuttaman paikallisen lommahduksen suhteen lasketaan kaavasta: F = (5.4) Rd fyw Leff tw /γ M1 6374 t w f yw L eff L eff on uuman paksuus; on uuman myötöraja; on tehollinen pituus kestävyyden laskemiseksi poikittaisille pistekuormille, joka lasketaan kaavasta: = χ l F y l y on kyseeseen tulevaan jäykän tukipinnan pituuteen s s liittyvä tehollinen kuormituspituus; χ F on paikallisen lommahduksen huomioon ottava pienennystekijä. Lisäksi otetaan huomioon poikittaisen voiman vaikutus sauvan taivutuskestävyyteen. L eff :n laskemiseksi erotellaan kolme kuormitustyyppiä seuraavasti: Voimat vaikuttavat yhden laipan kautta ja niitä vastustavat uuman leikkausvoimat (kuva 5.4a); Voimat vaikuttavat yhteen laippaan ja ne siirtyvät uuman kautta suoraan toiseen laippaan (kuva 5.4b) Voimat vaikuttavat yhden laipan kautta lähellä sauvan jäykistämätöntä päätä (kuva 5.4c). k hw F = 6 + a hw F = 3,5 + ss + c k k F = a hw Kuva 5.4 Lommahduskertoimet eri kuormitustapauksille Jäykän tukipinnan pituus Laipan jäykän tukipinnan pituus s s tarkoittaa leveyttä, jolla pituudella vaikuttava voima jakaantuu tehollisesti ja se voidaan määrittää olettamalla, että vaikuttava voima jakaantuu kaltevuudessa 1:1 ehjän teräksen läpi, ks. kuva 5.5. s s saa olla enintään h w :n suuruinen. Jos useita pistekuormia on lähellä toisiaan, kestävyys tarkastetaan jokaiselle kuormalle erikseen sekä kokonaiskuormalle, jolloin s s :n arvoksi valitaan äärimmäisten pistekuormien keskilinjojen välinen etäisyys. 6475 45 F s F s F s F s F s t f s s s s s s s s s s=0 Kuva 5.5 Jäykän tukipinnan pituus Tehollinen kuormituspituus Tehollinen kuormituspituus l y lasketaan kahden dimensiottoman parametrin m 1 ja m avulla seuraavasti: f yf bf m 1 = (5.5) f t yw w hw m = 0,0 kun F λ > 0,5 (5.6a) tf m = 0 kun λ F 0,5 (5.6b) Kuvan 5.4 tapauksissa a) ja b) l y lasketaan seuraavasti: y ss tf 1 [ + m ] l = + + m (5.7) 1 mutta l y ei saa olla kahden vierekkäisen pystyjäykisteen välistä etäisyyttä suurempi. Tapaukselle c) l y on pienin kaavojen (5.8) ja (5.9) antamista arvoista. Jos voiman siirtävä rakenneosa ei liity tasaisesti sauvaan (ks. kuvan 5.5 oikeanpuoleisin tapaus), s s :n arvoksi kaavassa (5.30) valitaan nolla. m 1 le l + y = le + tf + m (5.8) t f l = l + t m + m (5.9) y e f missä l e lasketaan kaavasta: 1 kfetw l e = ss + c f h yw w (5.30) Tehollinen pituus kestävyyden laskemiseksi Tehollinen pituus kestävyyden määrittämiseksi lasketaan kaavasta: L eff = χ l (5.31) F y 0,5 χ F = 1.0 (5.3) λ F y w yw λ F (5.33) = l t F cr f 6576 3 w t F cr = 0, 9 kf E (5.34) h w k F on kuormitustapauksesta riippuva lommahduskerroin (ks. kuva 5.4). Tulee huomata, että m :n laskemiseksi λ F :lle tulee olettaa jokin arvo. Kun laskettu, voi olla tarvetta laskea m :n arvo uudestaan Poikittaisjäykisteet λ F on Tukien ja suurten pistekuormien kohdalla olevien pystyjäykisteiden tulisi mieluummin olla kaksipuolisia ja symmetrisiä uuman keskilinjan suhteen. Nämä jäykisteet mitoitetaan paikalliselle myötäämiselle ja lommahdukselle. Uuman välijäykisteet, joihin ei kohdistu ulkoisia poikittaisia voimia tarkistetaan nurjahdukselle. Nurjahduslaskelmissa käytettävään jäykisteen teholliseen pinta-alaan lasketaan mukaan osa uumaan kuvan 5.6 mukaan. Sauvan päissä (tai uuman aukon kohdalla) poikkileikkaukseen mukaan laskettava uuman osa saa olla enintään käytettävissä olevan todellisen mitan suuruinen. 11 εt w 11 εt w 11 εt w 11 εt w t w t w A s e A s Kuva 5.6 Nurjahduslaskelmissa käytettävä jäykisteen poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala Symmetristen jäykisteiden nurjahduskestävyys lasketaan kohdan mukaan käyttämällä arvoja α = 0,49 ja λ 0 = 0,. Nurjahduspituus l valitaan reunaehdot huomioon ottaen tarkoituksenmukaiseksi, mutta kuitenkin vähintään 0,75h w, kun jäykisteen molemmat päät kiinnitetty poikkisuunnassa. Jos reunaehdot antavat pienemmän tuennan käytetään suurempaa l:n arvoa. Ristinmuotoisen sauvan vääntönurjahdus tarkistetaan myös. Tukien ja sellaisten välijäykisteiden kohdilla, joihin vaikuttaa merkittävä ulkoinen voima, jäykisteen nurjahduskestävyyden tulee olla suurempi kuin tukireaktio tai em. vaikuttava voima. Muiden välijäykisteiden kohdalla jäykisteen puristusvoima N Ed lasketaan kaavasta: N Ed 1 f yw hw tw = VEd (5.35) λ 3 γ w M1 V Ed on leikkausvoiman mitoitusarvo. Em. kaavaa käytettäessä oletetaan, että tarkasteltava jäykiste poistetaan. Välijäykisteen jäyhyysmomentin I s tulee täyttää seuraavat ehdot: 3 3 w <, Ist 1,5 hw t / a / h a a / h h t w, Ist 0, 75 w 3 (5.36) (5.37) 6677 5.4.6 Taipumien laskeminen Taipumat lasketaan käyttörajatilan kuormitusyhdistelmille. Palkin taipuma (kun palkissa ei ole plastisia niveliä) lasketaan käyttäen tavanomaista taivutusteoriaa paitsi, että alkukimmokertoimen sijasta käytetään sekanttimoduulia. Sekanttimoduuli riippuu palkin jännitystasosta ja sekanttimoduulin arvo voidaan laskea liitteen C mukaan. Tämä on yksinkertaistettu menetelmä, joka on tarkka taipumia laskettaessa, kun sekanttimoduuli lasketaan sauvassa vaikuttavan suurimman jännityksen perusteella ja kun suurin jännitys ei ylitä 65 % 0, rajan arvosta. Suuremmilla jännitystasoilla menetelmä on hyvin konservatiivinen ja silloin tulee käyttää tarkempia menetelmiä. Poikkileikkausluokan 4 ja/tai sauvoissa, joissa leikkausviive pitää ottaa huomioon, laskelmissa käytetään tehollista poikkileikkausta. Ensimmäisenä approksimaationa on tarkoituksenmukaista käyttää tehollista poikkileikkausta, joka perustuu kohdan ja/tai kohdan 4.4. mukaan laskettuun teholliseen poikkileikkaukseen. Tarkemmin laskettaessa on mahdollista käyttää tehollista poikkileikkausta, joka perustuu todelliseen jännitykseen perustuviin tehollisiin leveyksiin. Jännitykset lasketaan tällöin kohdan (ei kohdan 4.4.) mukaan käyttäen arvoa: 1/ 35 E ε = (5.38) σ σ E on tehollisen poikkileikkauksen mukaan laskettu jännitys tarkasteltavassa kohdassa; kimmokerroin. 5.5 Sauvat, joihin kohdistuu samanaikaisia aksiaalisia kuormia ja taivutusmomentteja Aksiaalinen veto ja taivutus Sauvat, joihin kohdistuu samanaikainen veto ja taivutus mitoitetaan kiepahdukselle kohdan 5.4. mukaan siten, että pelkästään taivutusmomentti vaikuttaa. Sauvat tarkistetaan myös aksiaalisen voiman ja taivutuksen yhteisvaikutukselle suurimman taivutusmomentin ja aksiaalisen voiman vaikutuskohdassa. Seuraavan ehdon tulee olla voimassa: N N Ed Rd M + M y,ed y,rd M + M z,ed z,rd 1 (5.39) N Ed N Rd on aksiaalisen vetovoiman mitoitusarvo kriittisessä kohdassa; on sauvan vetokestävyyden mitoitusarvo; M y,ed on taivutusmomentin mitoitusarvo vahvemman akselin suhteen kriittisessä kohdassa; M z,ed on taivutusmomentin mitoitusarvo heikomman akselin suhteen kriittisessä kohdassa; 6778 M y,rd on taivutusmomenttikestävyyden mitoitusarvo vahvemman akselin suhteen, kun aksiaalista kuormaa ei ole ja ko. arvo sisältää leikkausvoiman vaikutuksesta aiheutuvan mahdollisen pienentämisen (ks. kohta 4.7.4); M z,rd on taivutusmomenttikestävyyden mitoitusarvo heikomman akselin suhteen, kun aksiaalista kuormaa ei ole ja ko. arvo sisältää leikkausvoiman vaikutuksesta aiheutuvan mahdollisen pienentämisen (ks. kohta 4.7.4); 5.5. Aksiaalinen puristus ja taivutus Poikkileikkauksen kestävyyden tarkastamisen (tarkistaminen tehdään sauvan pituusakselin kaikissa poikkileikkauksissa, ks ) ja kohdan 5.4 mukaisten yleisten vaatimusten lisäksi puristavan voiman ja taivutusmomentin yhteisvaikutus tulee tarkistaa. Aksiaalinen puristus ja vahvemman akselin suhteen tapahtuva taivutus: Nurjahduksen välttämiseksi tarkistetaan seuraava ehto, kun taivutus vaikuttaa vahvemman akselin suhteen: N M y,ed + N e Ed Ed Ny + k y 1 (5.40) ( Nb,Rd) min W,y pl,y y / β W f γ M1 Heikomman akselin suhteen tapahtuvan nurjahduksen välttämiseksi tarkistetaan ehto sauvoille, jotka voivat kiepahtaa: N M y,ed + N Ed + k LT ( Nb,Rd) min1 M b, Rd Ed e Ny 1 Aksiaalinen puristus ja heikomman akselin suhteen tapahtuva taivutus: Nurjahduksen välttämiseksi heikomman akselin suhteen tarkistetaan ehto: (5.41) N M z,ed + NEde Ed Nz + k z 1 (5.4) ( Nb,Rd) min W,z pl,z y / β W f γ M1 Aksiaalinen puristus ja kahden akselin suhteen tapahtuva taivutus: Kaikkien sauvojen tulee täyttää ehto: N M y,ed + NEde Ny M z,ed + NEd e Ed Nz + k y + k ( b,rd) min W,y pl,y y / z N M1 W,z pl,z y / β W f γ β W f γ M1 1 (5.43) Sauvojen, jotka voivat kiepahtaa, tulee täyttää myös ehto: N M y,ed + NEd eny M z,ed + NEd e Ed Nz + k LT + k ( b,rd) z N min1 b,rd W,z pl,z y / M β W f γ M1 1 (5.44) Edellä olevissa kaavoissa: e Ny ja e Nz tarkoittavat neutraaliakselin siirtymiä, kun poikkileikkaukseen kohdistuu tasan jakautunut puristus; N Ed, M y,ed ja M z,ed tarkoittavat puristusvoiman mitoitusarvoa sekä suurimman taivutusmomentin mitoitusarvoja y- ja z-akselien suhteen; 6879 (N b,rd ) min on N b,rd :n pienin arvo seuraavissa neljässä nurjahdustapauksessa: taivutusnurjahdus y-akselin suhteen, taivutusnurjahdus z-akselin suhteen, vääntönurjahdus ja taivutusvääntönurjahdus (ks. kohdat ja 5.3.4) (N b,rd ) min1 on N b,rd :n pienin arvo seuraavissa kolmessa nurjahdustapauksessa: taivutusnurjahdus z-akselin suhteen, vääntönurjahdus ja taivutusvääntönurjahdus (ks. kohdat ja 5.3.4) β W,y ja β W,z ovat β W :n arvot y ja z akselien suhteen, β W = 1 poikkileikkausluokissa 1 ja ; = W el /W pl poikkileikkausluokassa 3; = W eff /W pl poikkileikkausluokassa 4; W pl,y ja W pl,z ovat plastisuusteorian mukaiset taivutusvastukset y- ja z-akselien suhteen; M b,rd on kiepahduskestävyys (ks 5.4.). k y, k z ja k LT ovat yhteisvaikutustekijöitä: k k ( y 0, ) Ed y = 1,0 + λ 5 mutta Nb,Rd,y z 1,0 + 5 N NEd ( z 0, ) ( Nb,Rd ) min1 1, k + y 1, = λ mutta 1, k 1, + N N z Ed b,rd,y N Ed ( Nb,Rd ) min1 k LT =1,0. Kansallisessa liitteessä voidaan esittää muita yhteisvaikutusehtoja vaihtoehtona edellisille ehdoille. Kulmateräksille edellisissä kaavoissa y- ja z- akselien sijasta käytetään akseleita u ja v. 6980 6 KIINNITYSTEN JA LIITOSTEN SUUNNITTELU 6.1 Yleiset ohjeet Säilyvyys Erityisesti kiinnitysten suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota ruostumattoman teräksen korroosiokestävyyden säilyttämiseksi. Tämä koskee erityisesti kiinnityksiä, jotka voivat kostua jostakin syystä, esim. sään, veden roiskumisen, veteen upottamisen, kondensaation yms. takia. Kiinnityksen siirtämistä kosteutta aiheuttavasta kohdasta muualle tulee harkita korroosion välttämiseksi. Vaihtoehtoisesti voi olla mahdollista eliminoida kosteuden lähde, esim. kondensoitumisriskin vähentäminen riittävällä ilmastoinnilla tai varmistamalla, että rakennetta ympäröivä lämpötila pysyy kastepisteen yläpuolella. Jos hiiliteräksen ja ruostumattoman teräksen välisen kiinnityksen kostumista ei voida välttää, otetaan metalliparikorroosion mahdollisuus huomioon, ks Hiiliteräksestä tehdyn ruuvin ja ruostumattoman liitettävän osan liittämistä toisiinsa tulee aina välttää. Ruuviliitoksissa, jotka ovat alttiit korroosiolle, hiiliteräs ja ruostumaton teräs tulee eristää toisistaan sähköisen kosketuksen välttämiseksi. Tämä saadaan aikaan käyttämällä eristäviä aluslaattoja ja mahdollisesti holkkeja. Tyypillinen sopiva yksityiskohta esitetään kuvassa 6.1. Off-shore rakenteissa viranomaiset saattavat vaatia em. tyyppisiä ratkaisuja. Suositellaan, että suunnittelija neuvottelee riittävän ajoissa viranomaisen kanssa yksikäsitteisten vaatimusten selvittämiseksi. Kuva 6.1 Tyypillinen yksityiskohta erilaisten aineiden liittämiseksi (metalliparikorroosion välttäminen) Hiiliterästen ja ruostumattomien terästen välisissä hitsausliitoksissa suositellaan yleensä, että hiiliteräkseen käytettävä maalausjärjestelmä ulotetaan hitsauksen yli ja että se kattaa tietyn pinta-alan ruostumattomasta teräksestä. Tulee olla huolellinen valittaessa materiaaleja annettuun ympäristöön ruuvikiinnitysten rakokorroosion välttämiseksi, ks Hitsaukseen liittyvä kuumeneminen ja jäähtyminen vaikuttavat kaikkien ruostumattomien terästen mikrorakenteeseen (toisilla teräslajeilla tämä vaikutus on suu- 7081 rempi kuin toisilla) ja tämä on erityisen tärkeä ottaa huomioon duplex-teräksillä. On tärkeää käyttää sopivia hitsausmenetelmiä ja hitsauslisäaineita ja että pätevöitetyt hitsaajat suorittavat hitsaamisen. Tarkempia ohjeita esitetään kohdassa Suunnitteluoletukset Liitokset voidaan mitoittaa jakamalla sisäiset voimat ja momentit kiinnityksessä realistisella tavalla ottaen huomioon liitettävien osien suhteellinen jäykkyys. Sisäisten voimien ja momenttien tulee olla tasapainossa vaikuttavien voimien ja momenttien kanssa. Jokainen kiinnityksen osa, jonka oletetaan siirtävän voimia, mitoitetaan analyysin mukaisille voimille ja momenteille ja liitettävillä osilla tulee olla riittävä muodonmuutoskyky Leikkauspisteet ja jatkokset Liitoksessa kohtaavat sauvat suunnitellaan yleensä niin, että niiden painopisteakselit leikkaavat yhdessä pisteessä. Jos leikkauspisteessä on epäkeskeisyyttä, sauvat ja liitokset suunnitellaan syntyville momenteille. Kulmaterästen ja T-terästen ruuvikiinnityksissä, joissa käytetään vähintään kahta ruuvia, kulmateräksessä ja T-teräksessä olevien ruuvien asentamislinjoja voidaan pitää painopisteakseleina. Palkkien jatkokset sijoitetaan mahdollisimman lähelle momentin nollakohtia. Pilarien jatkoksissa otetaan huomioon toisen kertaluvun vaikutukset (P-δ-vaikutus) Muuta yleistä huomioonotettavaa Jos kiinnitykseen kohdistuu isku, värähtely tai toistuva merkittävä jännitysvaihtelu, suositellaan hitsausliitoksia. Nämä kiinnitykset suunnitellaan myös väsymiselle (ks. luku 8). Kaikkien liitosten ja jatkosten suunnittelussa otetaan huomioon valmistus- ja asennusmahdollisuudet. Seuraaviin asioihin tulee kiinnittää huomiota: standardisoitujen yksityiskohtien käyttö; turvallisen asennuksen vaatima tila; kiinnittimien kiristämisen vaatima tila; luoksepäästävyys hitsattaessa; hitsausmenetelmien asettamat vaatimukset; kulma- ja pituustoleranssien vaikutukset osien yhteensovitukseen. Austeniittisten ruostumattomien terästen hitsaus aiheuttaa suurempia hitsausmuodonmuutoksia hiiliteräkseen verrattuna (ks ). Tulee myös kiinnittää huomiota valmistuksen jälkeisiin rakenteiden tarkastus- ja huoltovaatimuksiin. 6. Ruuvikiinnitykset 6..1 Yleistä Kohdan 6. ohjeita sovelletaan ruuvikiinnityksiin, kun ruuviin kohdistuu leikkaustai vetorasitus tai niiden yhteisvaikutus. Yleensä sekä ruuvin kannan että mutterin alla käytetään aluslaattaa. Ohjeita ruuvien ja mutterien materiaalivalinnalle esitetään kohdissa 3.1. ja Kiinnitykseen kohdistuva leikkausrasitus siirtyy ruuvien ja liitettävien osien välisen reunapuristuksen välityksellä. Tässä käsikirjassa ei esitetä ohjeita kitkaliitoksille, ks. kuitenkin kohta82 Kiinnityksen kestävyys on pienempi seuraavista arvoista: liitettävien osien perusteella laskettu kestävyys (ks. 6..3) ja kiinnittimien perusteella laskettu kestävyys (6..4). Ruuviliitosten palautumattomien muodonmuutosten välttämiseksi ruuvien ja nettopoikkileikkauksen jännitykset käyttörajatilan kuormilla rajoitetaan myötörajaan. 6.. Esijännitetyt ruuvit Ruostumattomia ruuveja voidaan esijännittää edellyttäen, että käytetään tarkoituksenmukaista esijännitystekniikkaa. Jos ruostumattomia ruuveja kiristetään tiukaksi, kitkasyöpyminen voi olla ongelma. Ruuveja esijännitettäessä otetaan huomioon ajasta riippuvat jännitysrelaksaation (stress relaxation) vaikutukset. Kiinnityksiä ei saa suunnitella liukumisen kestäviksi murto- eikä käyttörajatilassa ellei niiden hyväksyttävyyttä voida osoittaa kokeellisesti ko. sovellutuksessa Liitettävät osat Reiät Reiät voidaan tehdä joko poraamalla tai lävistämällä. Lävistämiseen liittyvä kylmämuokkaus voi kasvattaa korroosion mahdollisuutta ja sen takia lävistämällä tehtyjä reikiä ei tule käyttää, kun rakenne on aggressiivisessa ympäristössä (esim. syövyttävä teollisuus- tai meri-ilmasto). Standardin mukaisten reikiä suurimmat välykset ovat: 1 mm M1 ja M14 ruuveille (M14 ei ole standardin mukainen koko); mm M16 - M4 ruuveille; 3 mm M7 ja sitä suuremmille ruuveille. Reikien sijainti Reunaetäisyys on reiän keskipisteen ja vaikuttavan voiman suuntaisen levyn reunan välinen kohtisuora etäisyys. Päätyetäisyys on reiän keskipisteen ja vaikuttavaa voimaa vastaan kohtisuorassa olevan levyn reunan välinen etäisyys. Päätyetäisyyden e 1 ja reunaetäisyyden e (ks. kuva 6.) minimiarvo on 1,d 0, missä d 0 on ruuvin reiän halkaisija. Riittävän reunapuristuskestävyyden saavuttamiseksi päätyetäisyyden tulee yleensä olla minimiarvoa suurempi, ks. jäljempänä. Pääty- ja reunaetäisyyden suurin arvo on 4t + 40 mm, missä t (mm) on ohuimman liitettävän uloimman osan paksuus. Ruuvien keskeltä keskelle välin p 1 (ks. kuva 6.) minimiarvo on,d 0 voiman suunnassa. Vastaava minimiarvo voimaa vastaan kohtisuorassa suunnassa p on,4d 0. Liitettävien puristettujen levyjen lommahdus kaikissa suunnissa ruuvien välillä otetaan huomioon, ks. standardi EN83 L p 1,do L,4do p p Kuva 6. Reikien sijainnin merkinnät Limitettyjen ruuvirivien tapauksessa, yhdensuuntaisten ruuvirivien välisen etäisyyden minimiarvona voidaan käyttää arvoa p = 1,d 0, jos limitetyssä linjassa olevan minkä tahansa kahden ruuvin välinen minimietäisyys L on vähintään,4d 0, ks. kuva 6.. Reunapuristuskestävyys Ruostumattomia teräksiä käytettäessä ruuvikiinnitysten tarkoituksenmukainen kestävyys määräytyy yleensä käyttörajatilan kriteerien perusteella, jolloin reiän venymää käyttörajatilan kuormituksilla rajoitetaan. Erillisen käyttörajatilatarkastelun välttämiseksi reiän venyminen otetaan huomioon murtorajatilan kuormia käytettäessä käyttämällä pienennettyä vetomurtolujuuden arvoa f u,red seuraavasti: fu, red = 0,5 f y + 0, 6 f u, mutta fu (6.1) F b,rd lasketaan kaavasta: k1 α b fu,red d t F b,rd = (6.) γ M missä α b on pienin arvoista: α d f ub / f u, red 1,0 d t f ub on ruuvin halkaisija; on levyn paksuus; on liitettävän levyn vetomurtolujuuden ominaisarvo (käytetään vetomurtolujuuden minimiarvoa, ks. taulukko 3.1). α d =e / d päädyn ruuveille siirrettävän voiman suunnassa; p 1 α = 1 d sisemmille ruuveille siirrettävän voiman suunnassa; d84 d o e k 1 on pienempi arvoista,8 1, 7 tai,5 reunassa oleville ruuveille kohtisuorassa suunnassa vaikuttavan voiman suhteen; p k 1 on pienempi arvoista 1,4 1, 7 tai,5 sisemmille ruuveille kohtisuorassa suunnassa vaikuttavan voiman suhteen. d o Yksileikkeisissä lattaterästen päällekkäisliitoksissa, joissa on vain yksi ruuvi tai yksi ruuvirivi, joka on suorassa kulmassa vaikuttavan jännityksen suhteen, asetetaan aluslaatta sekä ruuvin kannan että mutterin alle. Reunapuristuskestävyys F b,rd ruuvia kohti rajoitetaan arvoon: 1,5 fu,red d t F b,rd = (6.3) γ M Kiinnitinryhmän kestävyys voidaan määrittää yksittäisten kiinnittimien reunapuristusten F b,rd summana edellyttäen, että yksittäisen kiinnittimen leikkauskestävyyden mitoitusarvo F v,rd on vähintään yhtä suuri kuin vastaava reunapuristuskestävyyden mitoitusarvo F b,rd. Muussa tapauksessa kiinnitinryhmän kestävyys lasketaan pienimmän yksittäisen kiinnittimen kestävyyden perusteella kertomalla ko. arvo kiinnittimien lukumäärällä. Vetokestävyys Liitettävän osan vetokestävyys on pienempi arvoista: a) Poikkileikkauksen plastisuusteorian mukainen kestävyys: Af y N pl,rd = (6.4) γ M0 b) nettopoikkileikkauksen kestävyys kiinnittimien reikien kohdalla: k A f r net u N u,rd = (6.5) γ M missä eri termit ovat kohdan 4.7. mukaisia. Nettopoikkileikkauksen käyttöön perustuvaa kaavaa käytetään vain, kun sekä ruuvin kannan että mutterin alla on aluslaatta. Vaadittaessa sitkeää käyttäytymistä bruttopoikkileikkauksen myötäämisen perusteella lasketun kestävyyden tulee olla pienempi kuin nettopinta-alan perusteella lasketun kestävyyden. Sitkeysvaatimukset ja vaatimus kiertymiskyvylle esitetään standardissa EN Maanjäristysmitoitusta koskevat vaatimukset esitetään standardissa EN Palamurtuminen Voidaan käyttää standardin EN ohjeita. Yhdestä kyljestä kiinnitetyt kulmateräkset tai muut epäsymmetrisesti kiinnitetyt vedetyt sauvat Kiinnitysten epäkeskeisyys ja ruuvien päätyetäisyyksien ja keskiöetäisyyksien vaikutukset otetaan huomioon määritettäessä epäsymmetristen profiilien kestävyyttä 7485 sekä epäsymmetrisesti kiinnitettyjen symmetristen profiilien kestävyyttä, kuten esim. kiinnitettäessä kulmateräksiä yhdestä kyljestä. Yhdestä kyljestä yhdellä ruuvirivillä kiinnitetyt kulmateräkset voidaan käsitellä keskeisesti kuormitettuina ja nettopoikkileikkauksen mitoituskestävyys lasketaan seuraavasti: Yksi ruuvi N u,rd,0 ( e 0,5d ) 0 u = (6.6) γ M t f Kaksi ruuvia β A f net u N u,rd = (6.7) γ M 3 tai useampia ruuveja: β A f 3 net u N u,rd = (6.8) γ M β ja β 3 ovat etäisyydestä p 1 taulukon 6.1 mukaan riippuvia pienennystekijöitä. β:n arvot p 1 :n väliarvoille voidaan interpoloida lineaarisesti. A net on kulmateräksen nettopinta-ala. Pienemästä kyljestä kiinnitetylle erikylkiselle kulmateräkselle pinta-alaksi A net valitaan ekvivalentin tasakylkisen kulmateräksen nettopinta-ala, jolloin ekvivalentti kulmateräs tarkoittaa erikylkisen kulmateräksen pienemmän kyljen perusteella määritettyä tapausta. Taulukko 6.1 Pienennystekijät β ja β 3 Keskiöetäisyys p 1 Kiinnitys Tekijä,5d 0 5,0d 0 ruuvia β 0,4 0,7 Vähintään 3 ruuvia β 3 0,5 0, Kiinnittimet Nettopinta-alat Laskettaessa ruuvin vetokestävyyttä käytetään ruuvin pinta-alana tuotestandardin mukaista jännityspoikkipinta-alaa. Ruuvien leikkauskestävyyttä laskettaessa voidaan käyttää kierteettömän varren pinta-alaa, jos kierteetön osa ei ole leikkaustasossa. Tällöin tulee ottaa huomioon se mahdollisuus, että ruuvit voidaan asentaa paikoilleen molemmilta puolin. Muissa tapauksissa käytetään ruuvin jännityspoikkipinta-alaa. Leikkauskestävyys Ruuvikiinnityksen leikkauskestävyys riippuu leikkaustasojen lukumäärästä ja niiden sijainnista ruuvin varren suhteen. Kun vetoa ei ole, ruuvin leikkauskestävyys leikkaustasoa kohti voidaan laskea seuraavasti: α f A ub F v,rd = (6.9) γ M 7586 A f ub on ruuvin varren pinta-ala, kun ruuvin kierteet eivät ole leikkaustasossa ja ruuvin jännityspoikkipinta-ala, kun ruuvin kierteet ovat leikkaustasossa; on ruuvin vetomurtolujuus. α:n arvo voidaan esittää kansallisessa liitteessä. Standardin EN mukaiset suositeltavat arvot ovat: - ruuvin kierteet eivät ole leikkaustasossa: α = 0,6 - ruuvin kierteet ovat leikkaustasossa: α = 0,5. Vetokestävyys Ruuvin vetokestävyyden mitoitusarvo F t,rd lasketaan kaavasta: k f A ub s F t,rd = (6.10) γ M k = 0,63 uppokantaisille ruuveille, muissa tapauksissa k = 0,9. Liitoksissa, joihin kohdistuu ulkoinen vetovoima, voi syntyä vipuvoimia, jotka tulee ottaa huomioon. Ohjeita vipuvoimien laskemiseksi esitetään standardissa EN Yhdistetty leikkaus ja veto Kun ruuviin kohdistuu samanaikainen leikkausvoiman F v,ed ja vetovoima (vipuvoima mukaanlukien) F t,ed tarkistetaan niiden yhteisvaikutus seuraavasti: F F v,ed v,rd Ft,Ed + 1,4 Ft, Rd 1,0 (6.11) missä F v,rd ja F t,rd on esitetty edellä. Lisäksi tarkistetaan, että vaikuttava vetovoima (vipuvoima mukaanlukien) on pienempi kuin vetovoimakestävyys. Pitkät liitokset ja paksut liitokset Epätavallisten pitkien kiinnitysten (500 mm tai vähintään 15 kertaa ruuvin halkaisija) tapauksessa sekä jos kiinnityspaksuus (liitettävien osien kokonaispaksuus) ylittää arvon 5 kertaa ruuvin halkaisija, kiinnityksen leikkauskestävyyttä pienennetään. Ruostumattomia teräksiä koskevien tarkempien ohjeiden puuttuessa suositellaan käytettäväksi hiiliteräkselle laadittuja standardin EN mukaisia ohjeita. 6.3 Ohutlevyjen mekaaniset kiinnittimet Ruostumattomaan teräkseen itsekierteittävillä tai -porautuvilla ruuveilla tehdyt kiinnitykset voidaan mitoittaa standardin EN mukaan lukuun ottamatta ulosvetolujuutta, joka tulee määrittää kokeellisesti. Ruuvin kiinnileikkautumisen tai ruuvin kierteiden rikkoutumisen välttämiseksi ruuvin kyky porata ja muodostaa kierteet ruostumattomaan teräkseen tulee osoittaa kokeellisesti ellei riittävää kokemusta ole. Kaavan (6.) mukaisesti mitoituksessa käytetään pienennettyä vetomurtolujuutta f u,red (ks. kaava (6.1)) vetomurtolujuuden f u sijasta. 7687 6.4 Hitsauskiinnitykset Yleistä Oleellista on, että käytetään oikeita hitsausprosesseja ja että käytetään perusaineen kanssa yhteensopivia lisäaineita ja että pätevöityneet hitsaajat tekevät työn, ks. kohta Tämä on tärkeä hitsin riittävän lujuuden ja oikean muodon saavuttamiseksi sekä hitsin ja ympäröivän perusaineen korroosiokestävyyden säilymiseksi. Seuraavia ohjeita sovelletaan täysin ja osittain läpihitsattuihin päittäishitseihin sekä pienahitseihin, jotka hitsataan kaarihitsausmenetelmillä, kuten: Menetelmän Menetelmän nimi numero 111 Puikkohitsaus 11 Jauhekaarihitsaus 1 Jauhekaarinauhahitsaus 131 MIG-hitsaus 135 MAG-hitsaus 137 MIG-täytelankahitsaus 141 TIG-hitsaus 15 Plasmahitsaus Menetelmien numerot ovat EN ISO 4063 mukaisia. Yhteensopivat hitsausaineet valitaan siten, että niiden myötöraja ja murtolujuus ylittävät perusaineen vastaavat arvot. (Alilujat hitsausaineet, ks. kohta 6.4.4). Taulukossa 6. esitetään teräslajien ja erilaisten hitsausaineiden yhteensopivuus ja taulukossa 6.3 esitetään näiden hitsausaineiden mekaaniset ominaisuudet. Taulukko 6. Perusaine Numero Yhteensopivat teräslajit ja hitsausaineet Hitsausaineet Hitsauspuikot EN 1600 E 19 9 E 19 9 L E 19 9 L E 19 9 L E 19 9 Nb E 19 1 E L E Nb E 5 7 N L E 5 7 N L Hitsauslangat ja hitsaussauvat EN 107 G 19 9 L G 19 9 L G 19 9 L G 19 9 L G 19 9 Nb G L G L G Nb G 5 7 L G 5 7 L Ydintäytelangat EN 1073 T 19 9 L T 19 9 L T 19 9 L T 19 9 L T 19 9 Nb T L T L T Nb T 9 3 N L T 9 3 N L 7788 Taulukko 6.3 Hitsiaine E 19 9 E/G/T 19 9 L E/G/T 19 9 Nb E 19 1 E/G/T L E/G/T Nb E 5 7 N L G 5 7 L T 9 3 N L Hitsatun hitsiaineen mekaaniset ominaisuudet standardien EN 1600, EN 107 ja EN 1073 mukaan Myötöraja N/mm Vetomurtolujuus N/mm Erityistä huomiota tulee kiinnittää tapaukseen, kun käytetään kokeisiin perustuvaa 0,-rajaa mitoituksen perusteena (ks. kohta 3..4 (ii)). Ruostumattoman teräksen ja hitsauslisäaineiden valmistajat neuvovat tarkoituksenmukaisen hitsauslisäaineen valinnassa. Hitsausmetallin tulee olla vähintään yhtä jaloa kuin perusaine. Katkopienahitsejä ja ei-jatkuvia osittain läpihitsattuja päittäishitsejä tulee välttää korroosiomahdollisuuden pienentämiseksi lukuun ottamatta lieviä ympäristöolosuhteita. Katkonaisia päittäishitsejä tulee käyttää varoen meri-ilmastossa tai voimakkaasti saastuneissa ympäristöissä erityisesti tilanteissa, joissa voi esiintyä kapillaarisuutta Pienahitsit Soveltamisalue Pienahitsejä voidaan käyttää osien liittämiseen, jos liitospintojen muodostama kulma on Jos em. kulma on pienempi kuin 60, pienahitsejä voidaan käyttää, mutta ne mitoitetaan silloin osittain läpihitsattuina päittäishitseinä. Kulman ollessa yli 10 ei saa luottaa siihen, että hitsit siirtävät voimia. Pienahitsiä ei saa käyttää tapauksissa, joissa siihen kohdistuu taivutusmomentti hitsin pituussuuntaisen akselin suhteen siten, että se aiheuttaa vetoa hitsin juureen. Tehollinen pituus ja a-mitta Pienahitsin teholliseksi pituudeksi valitaan täysikokoisen hitsin kokonaispituus. Hitsejä, joiden tehollinen pituus on lyhyempi kuin 40 mm tai kuusi kertaa hitsin a- mitta, ei käsitellä voimia siirtävinä hitseinä. Pienahitsin efektiivinen a-mitta on suurimman kolmion (joko tasakylkinen tai erikylkinen) korkeus, joka voidaan piirtää railon kylkien ja hitsin pinnan sisään mitattuna kohtisuorassa suunnassa tämän kolmion uloimpaan pintaan nähden, ks. kuva 6.3. Pienahitsin tunkeumaa, ks. kuva 6.4 voidaan hyödyntää, jos menetelmäkokeet osoittavat, että vaadittu tunkeuma saavutetaan systemaattisesti. 7889 a a a a Kuva 6.3 Pienahitsin a-mitta a Kuva 6.4 Pienahitsin a-mitta, kun tunkeumaa käytetään hyväksi Mitoittava jännitys ja leikkauskestävyyden mitoitusarvo Mitoittava jännitys lasketaan kaikkien hitsiin kohdistuvien voimien ja momenttien vektoriaalisena summana. Mitoittava jännitys lasketaan hitsin tehollisen pituuden ja a-mitan muodostamaa pinta-alaa kohti (ks. edellä). Pienahitsin kestävyys on riittävä, jos molemmat seuraavat ehdot ovat voimassa: [σ + 3 (τ + τ )] 0,5 f u /(β w γ M ) (6.1a) σ 0,9 f u /γ M (6.1b) σ on laskentapintaa vastaan kohtisuora normaalijännitys; τ on hitsin akselia vastaan kohtisuora leikkausjännitys (laskentapinnan tasossa); τ on hitsin akselin suuntainen leikkausjännitys (laskentapinnan tasossa). on heikomman liitettävän osan vetomurtolujuuden nimellisarvo; f u β w :n arvoksi valitaan 1,0 kaikille ruostumattomille teräslajeille ellei pienempää arvoa osoiteta kokeellisesti. 7990 Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää standardin EN kohdan mukaista yksinkertaistettua menetelmää pienahitsien kestävyyden mitoitusarvon määrittämiseksi Päittäishitsit Täysin läpihitsatut päittäishitsit Täysin läpihitsattujen päittäishitsien kestävyyden mitoitusarvoksi valitaan heikomman liitettävän osan kestävyyden mitoitusarvo edellyttäen, että hitsi suunnitellaan kohdan mukaan. Osittain läpihitsatut päittäishitsit Osittain läpihitsattuja päittäishitsejä voidaan käyttää leikkausvoimien siirtämiseksi. Niitä ei suositella rakenteisiin, joissa hitseihin kohdistuu vetoa. Osittain läpihitsattujen päittäishitsien kestävyys lasketaan kuten sellaisten pienahitsien kestävyys, joissa hyödynnetään tunkeumaa. Osittain läpihitsatun päittäishitsin a-mitaksi valitaan systemaattisesti saavutettavan tunkeuman syvyys, joka määritetään menetelmäkokein Kylmämuokattujen ruostumattomien terästen hitsaus Kylmämuokattujen ruostumattomien terästen hitsaukseen sovelletaan samoja periaatteita kuin hehkutettujen ruostumattomien terästen hitsaukseen edellyttäen, että: Hitsauskiinnitykseen kohdistuu aksiaalinen kuorma; Kylmämuokatun ruostumattoman teräksen kylmämuokkaustaso on enintään CP500 tai C850; Hitsauslisäaineet valitaan taulukon 6. mukaan; Perusaineen kestävyys lämpövaikutusvyöhykkeellä määritetään hehkutetun perusaineen vetomurtolujuuden perusteella. Hitsiaineen lujuus voi olla pienempi kuin perusaineen lujuus. Alilujia lisäaineita käytettäessä pienahitsien ja päittäishitsien kestävyyden mitoitusarvo määritetään hitsimetallin vetomurtolujuuden perusteella (ks. taulukko 6.3) ja β w :n arvona käytetään arvoa 1,0. 8091 7 PALOMITOITUS 7.1 Yleistä Tässä luvussa käsitellään ruostumattomasta teräksestä tehtyjen kantavien rakenteiden suunnittelua, joille asetetaan rakenteellisia palonkestovaatimuksia. Tässä käsitellään vain passiivisia palosuojausmenetelmiä ja tässä esitetyt ohjeet koskevat teräslajeja ja rakenteita, jotka suunnitellaan tämän käsikirjan lukujen 1-6 mukaisesti. Austeniittiset ruostumattomat teräkset säilyttävät yleensä suhteellisesti paremmin huoneenlämpötilan mukaisen lujuutensa kuin hiiliteräkset, kun lämpötila on suurempi kuin n. 550 C ja suhteellisesti hiiliteräksiä paremmin jäykkyytensä kaikissa lämpötiloissa. Standardissa EN esitetään tulipalolle altistettujen rakenteiden mekaaniset ja lämpövaikutukset. Eurocodeissa tulipaloa käsitellään onnettomuustilanteena. Standardissa EN 1990 esitetään kuormitusyhdistelmät onnettomuustilanteille ja suositellaan kuormien osavarmuusluvuille arvoa 1,0. Standardissa EN suositellaan materiaalin osavarmuusluvulle γ M,fi arvoa 1,0 tulipalotilanteessa. Ruostumattomasta teräksestä tehdyille rakenteille asetettavat palotekniset toimivuusvaatimukset ovat samat kuin hiiliteräkselle asetetut vaatimukset, nimittäin: Kun rakenteelta vaaditaan mekaanista kestävyyttä palotilanteessa, rakenne suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se säilyttää kuormankantokykynsä kyseeseen tulevan tulipalon ajan. Jos palosuojaus tai osastoivan rakenneosan suunnittelukriteeri edellyttää muodonmuutoskriteerin käyttöä kantavassa rakenteessa, sovelletaan kyseeseen tulevia muodonmuutoskriteerejä. 7. Mekaaniset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa Taulukossa 7.1 esitetään lujuuden ja jäykkyyden pienennystekijät suhteessa 0 C:een lämpötilaa vastaavaan arvoon ruostumattomien teräslajien jännitysvenymäyhteyksien määrittämiseksi korkeissa lämpötiloissa sekä parametri g,θ. Nämä pienennystekijät ovat: k 0,proof,θ 0,-raja lämpötilassa θ suhteessa 0 C:een lämpötilaa vastaavaan mitoituslujuuteen, ts. f0,proof, θ f y g,θ Parametri lämpötilassa θ %:n kokonaisvenymää vastaavan lujuuden f,θ laskemiseksi seuraavan kaavan mukaisesti: f = f + g f f ) (7.1), θ 0,proof, θ, θ( u, θ 0,proof, θ k u,θ k E,θ Vetomurtolujuus lämpötilassa θ suhteessa 0 C:n lämpötilaa vastaavaan arvoon, ts. fu, θ fu Lineaarinen alkukimmokerroin lämpötilassa θ suhteessa 0 C:n lämpötilaa vastaavaan arvoon, ts. E θ /E 8192 E on kimmokerroin 0 C:een lämpötilassa (= N/mm ); f y on myötölujuuden ominaisarvo 0 C:een lämpötilassa kohdan 3..4 mukaan; f u on vetolujuuden ominaisarvo 0 C:een lämpötilassa kohdan 3..4 mukaan. Määritettäessä ruostumattomista teräksistä tehtyjen rakenneosien rakenteellista kestävyyttä tulipalossa, käytetään materiaalilujuuksille seuraavia ominaisarvoja: Pilarit: f 0,proof,θ (kaikki poikkileikkausluokat) Sivusuunnassa tuetut palkit: f,θ (poikkileikkausluokat 1...3) f 0,proof,θ (poikkileikkausluokka 4) Sivusuunnassa tukemattomat palkit: f 0,proof,θ (kaikki poikkileikkausluokat) Vedetyt rakenneosat: f,θ (kaikki poikkileikkausluokat). Määritettäessä poikkileikkausluokkiin kuuluvien palkkien ja vedettyjen rakenneosien rakenteellista palonkestävyyttä tapauksissa, joissa asetetaan vaatimuksia muodonmuutoksille, suositellaan käytettäväksi 1,0 %:n kokonaisvenymää vastaavaa lujuutta f 1,θ laskelmien perustana lujuuden f,θ sijasta. f 1,θ :n arvo lasketaan kaavasta: f = f +,5g ( f f ) (7.) 1, θ 0,proof, θ 0, θ u, θ 0,proof, θ f 0,proof,θ :n arvot esitetään taulukossa 7.1 suhteessa 0 C:n lämpötilaa vastaaviin myötörajan ominaisarvoihin tekijän k 0,proof,θ avulla. 893 Taulukko 7.1 Lujuuden ja kimmokertoimen pienennystekijät ja parametri g,θ korkeissa lämpötiloissa Lämpötila θ ( C) Pienennystekijä k 0,proof, Parametri g,θ Pienennystekijä k u,θ Pienennystekijä k E,θ Teräslaji ,00 0,6 1,00 1, ,8 0,4 0,87 0, ,68 0,19 0,77 0, ,64 0,19 0,73 0, ,60 0,19 0,7 0, ,54 0,19 0,67 0, ,49 0, 0,58 0, ,40 0,6 0,43 0, ,7 0,35 0,7 0, ,14 0,38 0,15 0, ,06 0,40 0,07 0, ,03 0,40 0,03 0, ,00 0,40 0,00 0,00 Teräslaji ,00 0,4 1,00 1, ,88 0,4 0,93 0, ,76 0,4 0,87 0, ,71 0,4 0,84 0, ,66 0,1 0,83 0, ,63 0,0 0,79 0, ,61 0,19 0,7 0, ,51 0,4 0,55 0, ,40 0,35 0,34 0, ,19 0,38 0,18 0, ,10 0,40 0,09 0, ,05 0,40 0,04 0, ,00 0,40 0,00 0,00 Teräslaji ,00 0,5 1,00 1, ,89 0,5 0,88 0, ,83 0,5 0,81 0, ,77 0,4 0,80 0, ,7 0, 0,80 0, ,69 0,1 0,77 0, ,66 0,1 0,71 0, ,59 0,5 0,57 0, ,50 0,35 0,38 0, ,8 0,38 0, 0, ,15 0,40 0,11 0, ,075 0,40 0,055 0, ,00 0,40 0,00 0,00 Teräslaji ,00 0,35 1,00 1, ,91 0,35 0,93 0, ,80 0,3 0,85 0, ,75 0,30 0,83 0, ,7 0,8 0,8 0, ,65 0,30 0,71 0, ,56 0,33 0,57 0, ,37 0,40 0,38 0, ,6 0,41 0,9 0, ,10 0,45 0,1 0, ,03 0,47 0,04 0, ,015 0,47 0,0 0, ,00 0,47 0,00 0,00 8394 Taulukko 7.1 (jatkoa) Lujuuden ja kimmokertoimen pienennystekijät ja parametri g,θ korkeissa lämpötiloissa Lämpötila θ ( C) Pienennystekijä k 0,proof, Parametri g,θ Pienennystekijä k u,θ Pienennystekijä k E,θ Teräslaji Teräslaji C Teräslaji C Termiset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa Lämpöpiteneminen Ruostumattoman austeniittisen teräksen lämpöpiteneminen l / l lasketaan kaavasta: l / l = (16 + 4, θ a - 1, θ a ) (θ a - 0) 10-6 (7.3) l l θ a on pituus 0 C:een lämpötilassa; on lämpötilan aiheuttama piteneminen; on teräksen lämpötila [ C] Ominaislämpö Ruostumattoman teräksen ominaislämpö c a lasketaan kaavasta: c a = ,80 θ a -, θ a + 1, θ 3 a J/kgK (7.4) 8495 θ a esitetään kohdassa Lämmönjohtavuus Ruostumattoman teräksen lämmönjohtavuus λ a lasketaan kaavasta: λ a = 14,6 + 1,7 x 10 - θ a W/mK (7.5) θ a esitetään kohdassa Rakenteellisen palonkestävyyden määrittäminen Rakenteiden palonkestävyys voidaan määrittää jollakin seuraavista menetelmistä tai niitä yhdistämällä: yksinkertaistettu laskentamenetelmä, jota sovelletaan yksittäisiin sauvoihin; tarkennettu laskentamenetelmä; kokeellinen mitoitus. Yksinkertaistettu laskentamenetelmä perustuu varmalla puolella oleviin oletuksiin. Tarkennetuilla laskentamenetelmillä tarkoitetaan menetelmiä, joissa sovelletaan rakenteiden mekaniikan ja lujuusopin periaatteita realistisella tavalla tarkasteltavassa tapauksessa. Mikäli yksinkertaistettua laskentamallia ei esitetä, käytetään joko tarkennettua laskentamenetelmää tai kokeisiin perustuvaa menetelmää. Tarkempia laskentamenetelmiä esitetään tämän käsikirjan kommenttiosassa, ks. esipuhe Poikkileikkausluokitus Paloteknisessä mitoituksessa luvun 4 mukaista poikkileikkausluokitusta sovelletaan siten, että poikkileikkausluokka määritetään 0 C lämpötilan mukaan Vedetyt sauvat Vetokestävyyden mitoitusarvo N fi,θ,rd, kun lämpötila sauvassa θ a on tasan jakaantunut, lasketaan kaavasta: N fi,θ,rd = k,θ N Rd [γ M0 /γ M,fi ] (7.6) k,θ N Rd = f,θ /f y eli lujuuden pienennystekijä, joka vastaa %:n kokonaisvenymää lämpötilassa θ a ; on kohdan 4.7. mukainen poikkileikkauskestävyyden mitoitusarvo huoneen lämpötilassa N pl,rd. γ M0 ja γ M,fi ovat taulukon.1 mukaisia osavarmuuslukuja. Jos sauvan lämpötilajakautuma on epätasainen, kestävyyden mitoitusarvo lasketaan kaavasta: n N fi,t,rd = Ai k, θ,i f y / γ M,fi (7.7) i= 1 8596 A i θ i on poikkileikkausosan i pinta-ala; on poikkileikkauksen osan A i lämpötila; k,θ,i on pienennystekijä, joka vastaa %:n kokovenymän mukaista lujuusarvoa lämpötilassa θ i, ks. kohta 7.. Vaihtoehtoisesti vetokestävyyden mitoitusarvo N fi,t,rd ajanhetkellä t, kun lämpötila on epätasaisesti jakaantunut, voidaan valita yhtäsuureksi kuin tasan jakaantunutta lämpötilaa θ a vastaava arvo N fi,θ,rd, joka lasketaan ajanhetkellä t suurimman lämpötilan θ a,max mukaan Puristetut sauvat Poikkileikkausluokkiin 1,, 3 tai 4 kuuluville alla mainituille puristetuille sauvoille noudatetaan seuraavia ohjeita: kylmämuovatut avoimet poikkileikkaukset (ei hitsaamalla valmistetut), esim. C-profiilit tai kulmateräkset, tai kylmämuovatut rakenneputket (sekä pituussuunnassa hitsatut että hitsaamattomat), esim. pyöreät tai suorakaiteen muotoiset rakenneputket. Nurjahduskestävyyden mitoitusarvo N b,fi,t,rd hetkellä t, kun lämpötila θ a on tasan jakaantunut, lasketaan kaavasta: N b,fi,t,rd = χ fi A k 0,proof,θ f y /γ M,fi poikkileikkausluokissa 1, ja 3 (7.8) N b,fi,t,rd = χ fi A eff k 0,proof,θ f y /γ M,fi poikkileikkausluokassa 4 (7.9) k 0,proof,θ on lämpötilaa θ a vastaava 0,-rajan pienennystekijä (ks. kohta 7.); χ fi on pienennystekijä taivutusnurjahduksessa palotilanteessa, joka lasketaan kaavasta: 1 χ fi = mutta χ fi 1 (7.10) ϕ + ϕ λ θ θ θ ( λ ),5 1 + α ( λ λ ) ϕ = + (7.11) θ 0 θ 0 θ missä α ja λ 0 ovat taulukon 5.1 mukaisia huoneenlämpötilaa vastaavia kertoimia. Muunnettu hoikkuus λ θ lämpötilassa θ lasketaan kaavasta: 0,5 k0,proof, θ λ θ = λ kaikissa poikkileikkausluokissa (7.1) ke,θ k E,θ on lineaarisen alkukimmokertoimen pienennystekijä lämpötilassa θ a, ks. kohta 7.. Kun sauvan lämpötila on epätasainen, puristuskestävyys voidaan laskea käyttämällä tasan jakaantunutta lämpötilaa, joka vastaa sauvan suurinta lämpötilaa. Menetelmä on varmalla puolella. Pilarin nurjahduspituus palotilanteessa määritetään yleensä samalla tavalla kuin huoneenlämpötilassa. Sivusuunnassa tuetuissa kehissä pilarin nurjahduspituus l fi voidaan laskea tarkastelemalla pilaria päistään kiinnitettynä siinä suunnassa, jossa 8697 pilari liittyy ylä- ja alapuolisten palo-osastojen pilareihin jäykästi tai osittain jäykästi edellyttäen, että em. palo-osastoja eristävien rakenneosien palonkestävyys on vähintään tarkasteltavan pilarin palonkestävyyden suuruinen. Sivusuunnassa tuetuissa kehissä, joissa jokainen kerros muodostaa erillisen paloosaston, johon liittyvillä rakenteilla on riittävä palonkesto, välikerroksen pilarien nurjahduspituutena käytetään arvoa l fi = 0,5L ja ylimmän kerroksen pilarien nurjahduspituutena arvo l fi = 0,7L, missä L on tarkasteltavan kerroksen systeemikorkeus, ks. kuva 7.1. Kuva 7.1 Sivusuunnassa tuettujen kehien pilarien nurjahduspituudet l fi Sivusuunnassa tuetut sauvat (kiepahdus ei määräävä) Taivutuskestävyyden mitoitusarvo M fi,θ,rd, kun poikkileikkauksen lämpötila θ a on vakio, lasketaan kaavasta: M fi,θ,rd = k,θ [γ M0 /γ M,fi ] M Rd poikkileikkausluokissa 1, ja 3 (7.13) M fi,θ,rd = k 0,proof,θ [γ M0 /γ M,fi ] M Rd poikkileikkausluokassa 4 (7.14) M Rd on poikkileikkauksen plastisuusteorian mukainen taivutuskestävyyden mitoitusarvo M pl,rd (poikkileikkausluokissa 1 ja ), poikkileikkauksen kimmoteorian mukainen taivutuskestävyys M el,rd (poikkileikkausluokassa 3) tai tehollisen poikkileikkauksen taivutuskestävyys M eff,rd (poikkileikkausluokassa 4) huoneenlämpötilassa; k,θ ja k 0,proof,θ on määritetty kohdassa Tarvittaessa normaalilämpötilan mukaisia taivutuskestävyyden arvoja pienennetään leikkausvoiman takia kohdan mukaan. Taivutuskestävyyden mitoitusarvo M fi,t,rd ajanhetkellä t, kun lämpötilajakaantuma on epätasainen, lasketaan kaavasta (menettely on varmalla puolella): M fi,t,rd = M fi,θ,rd /κ 1 κ (7.15) M fi,θ,rd on poikkileikkauksen taivutuskestävyyden mitoitusarvo (tai tehollinen mitoitusarvo poikkileikkausluokassa 4), kun tasan jakaantuneen lämpötilan θ a arvoksi valitaan poikkileikkauksen suurin lämpötila; 87 Näytä lisää
Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti Lisätiedot Ovakon terästen hitsaus
Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6 Lisätiedot Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto
1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa Lisätiedot BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT
BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf): Lisätiedot Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta
Tuoteohjelma 2011 1 (29) Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Ruukin kuumavalssatut erikoisteräkset Optim, Raex, Ramor ja Ruukki Laser tarjoavat käyttäjälleen teknisiä ja taloudellisia Lisätiedot Suojakaasukäsikirja.
Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu Lisätiedot LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus
LISÄMODULI PAL Alumiinit ja niiden hitsaus PAL 1: Alumiinit ja niiden ominaisuudet PAL 1.1: Alumiinin yleiset ominaisuudet PAL 1.2: Lujittaminen PAL 1.3: Pinnan oksidikalvo PAL 1.4: Seosten ryhmittely Lisätiedot ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö
ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten Lisätiedot 15.1 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset. 15.1.1 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille
LUKU 15 Visiirin ja rampin kiinnikkeiden lujuudet 151 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset 1511 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille Visiirin rakenteet suunniteltiin Lisätiedot Ruostumattoman teräksen peittaus ja passivointi
Ruostumattoman teräksen peittaus ja passivointi Materiaalit ja niiden käyttösovellukset - sarja, Julkaisu 4 Euro Inox Julkaisu Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia edistävä Lisätiedot seuraavista aiheista:
29.09.2010/ KUL-24.3000 KULJETUSVÄLINETEKNIIKAN PERUSTEET SYKSY 2010 LAIVA, SUURIN IHMISEN VALMISTAMA LIIKKUVA RAKENNE Johdanto Luennon tavoite on antaa yleiskuva laivan rakennesuunnittelusta. Luennon Lisätiedot Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO
Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Sivu 2 Sivu 3 Sisällys Ovakon myyntikanavat...4 Ovako tankomyynti Suomeen...5 Lastuttavuus...6 Halkaisijan valinta...7 Sahaussolusta...8 Sahauspalvelu...9 Nuorrutusteräkset...10 Lisätiedot Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6
Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys Lisätiedot Niittiliitokset toimivat periaatteessa kuin ruuviliitokset kiinnitysluokissa A ja D.
3. LIITOKSET 3.1 Yleistä Teräsrakenteiden liittämiseen toisiinsa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä: - ruuvi-, niitti- ja niveltappiliitokset - hitsausliitokset - liimaliitokset Näistä tulevat yleensä Lisätiedot OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE
Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden Lisätiedot Puupolttoaineiden laatuohje
Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Lisätiedot SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA
www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma Lisätiedot Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto
Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT Lisätiedot Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013
Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Copyright 2012-2013 Insinööritoimisto Pauli Närhi Kesantokuja 6 75530 Nurmes 1 YLEISTÄ Ohjelma on laadittu käytännön rakenteiden suunnittelussa esiintyviä Lisätiedot Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?
Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten Lisätiedot 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Lisätiedot KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen
EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta Lisätiedot Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.
Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen Lisätiedot Valaistushankintojen energiatehokkuus
SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 1 Valaistushankintojen energiatehokkuus Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien Lisätiedot CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä
CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani Lisätiedot RAKENTEIDEN PALOTESTAUS EUROOPPALAISILLA MENETELMILLÄ
RAKENTEIDEN PALOTESTAUS EUROOPPALAISILLA MENETELMILLÄ Tiina Ala-Outinen, Riitta Kajastila & Tuuli Oksanen VTT Pl 1000, 02044 VTT Tiivistelmä Rakennustuotedirektiivin 89/106/ETY tarkoituksena on kaupan Lisätiedot European Pellet Council
European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien Lisätiedot LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996
EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute